A Molecular Dynamics study of the influence of chain branching on the properties of polymer systems


 Cecilia Snow
 1 years ago
 Views:
Transcription
1 A Molecular Dynamics study of the influence of chain branching on the properties of polymer systems Dissertation zur Erlangung des Grades Doktor der Naturwissenschaften am Fachbereich Physik der Johannes Gutenberg Universität Mainz Martin Oliver Steinhauser geboren in Ulm Juni, 2001
2 Jahr der Promotion: 2001
3 Jahr der Promotion: 2001
4 4
5 SUMMARY This work investigates the influence of chain branching of various chain topologies on the static properties of polymers. These investigations are done with the aid of MonteCarlo and MolecularDynamics simulations. Theoretical concepts and models for the description of polymer systems on mesoscopic length scales are introduced. Several important quantities that are suitable for the quantitative characterization of branched polymer structures are discussed. Different optimization techniques that were used in the implementation of the computer code are expatiated. Besides linear polymer chains we investigated various topologies: Star polymers with different number of arms, a transition from a linear chain to a star polymer, chains with a varying number of side chains, regular dendrimers and hyperbranched structures. All investigations considered the effects of different solvent qualities. At first, a thorough analysis of the used simulation model with very long linear chains is performed. The scaling properties of linear chains are investigated for a variety of different solvent qualities, ranging from an athermal good solvent to a very bad one where the chains are compact globules. An important result of this work is the confirmation of the corrections to scaling of the hydrodynamic radius which is and not, withbeing the scaling exponent of the radius of gyration and being the degree of polymerization. We argue that this result is obtained, because of the consideration of very long chain lengths and the high quality of the obtained data. This correction to scaling is not only verified for linear chains, but also for star polymers with different arm numbers. For linear chains, the influence of polydispersity was investigated. It was shown, that a unique mapping of experimental length scales onto the simulation data is not possible, because the dimensionless quantity that is used to perform this mapping turns out to be too weekly dependent on the degree of polymerization. A comparison of simulation data with experimental data of industrial Low Density Polyethylene (LDPE) reveals that LDPE used in industry has a highly branched structure (multiarm stars or hyperbranched polymers). This is another important result of this work. For regular dendrimer topologies it could be shown that there is a strong tendency of a backfolding of arms into the central core region.
6 6
7 ZUSAMMENFASSUNG Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluß von Kettenverzweigungen unterschiedlicher Topologien auf die statischen Eigenschaften von Polymeren. Diese Untersuchungen werden mit Hilfe von MonteCarlo und MolekulardynamikSimulationen durchgeführt. Zunächst werden einige theoretische Konzepte und Modelle eingeführt, welche die Beschreibung von Polymerketten auf mesoskopen Längenskalen gestatten. Es werden wichtige Bestimmungsgrößen eingeführt und erläutert, welche zur quantitativen Charakterisierung von Verzweigungsstrukturen bei Polymeren geeignet sind. Es wird ebenso auf die verwendeten Optimierungstechniken eingegangen, die bei der Implementierung des Computerprogrammes Verwendung fanden. Untersucht werden neben linearen Polymerketten unterschiedliche Topologien Sternpolymere mit variabler Armzahl, Übergang von Sternpolymeren zu linearen Polymeren, Ketten mit variabler Zahl von Seitenketten, reguläre Dendrimere und hyperverzweigte Strukturen in Abhängigkeit von der Lösungsmittelqualität. Es wird zunächst eine gründliche Analyse des verwendeten Simulationsmodells an sehr langen linearen Einzelketten vorgenommen. Die SkalierungsEigenschaften der linearen Ketten werden untersucht in dem gesamten LösungsmittelBereich vom guten Lösungsmittel bis hin zu weitgehend kollabierten Ketten im schlechten Lösungsmittel. Ein wichtiges Ergebnis dieser Arbeit ist die Bestätigung, daß die Korrekturen zum Skalenverhalten des hydrodynamischen Radius nicht proportional zu, sondern zu sind, wobeider Skalenexponent für den Gyrationsradius und der Polymerisationsgrad ist. Dieses Ergebnis war möglich aufgrund der großen gewählten Kettenlängen und der hohen Qualität der erhaltenen Daten in dieser Arbeit, insbesondere bei den linearen Ketten, und es steht im Widerspruch zu vielen bisherigen SimulationsStudien und experimentellen Arbeiten. Diese Korrekturen zum Skalenverhalten wurden nicht nur für die linearen Ketten, sondern auch für Sternpolymere mit unterschiedlicher Armanzahl gezeigt. Es wurde für die linearen Kettensysteme der Einfluß von Polydispersität untersucht. Hierbei konnte gezeigt werden, daß eine eindeutige Abbildung von Längenskalen zwischen Simulationsmodell und Experiment nicht möglich ist, da die zu diesem Zweck verwendete dimensionslose Größe eine zu schwache Abhängigkeit von der Polymerisation der Ketten besitzt. Der Vergleich mit industriellem LowDensityPolyäthylen (LDPE) zeigt, das LDPE in Form von hochgradig verzweigten Ketten (MultiArmSterne oder Hyperbranches ) vorliegt. Dies ist ein weiteres wichtiges Ergebnis dieser Arbeit. Für Dendrimere konnte ein hochgradiges Zurückfalten der Arme in die innere Kernregion nachgewiesen werden.
8 8
9 To Katrin and Pia
10 10
11 Contents 1 Polymer Physics An introduction 1 2 Theoretical and experimental background Modeling a polymer chain on different length and time scales The extension of a polymer chain Linear macromolecules Branched macromolecules The stiffness of a chain The gyration tensor Shape analysis Chain crossover and entanglement The influence of concentration blob picture The influence of solvent quality on chain conformations excluded volume Experimental methods Scattering methods Viscometry Software design, algorithms and computer polymers Introduction MonteCarlo simulations Simple sampling Importance sampling The pivot algorithm Molecular Dynamics simulations Integration scheme Integration scheme for a NVEensemble
12 ii CONTENTS Integration scheme for a NVTensemble Setup of chains Optimizations The searchalgorithm for the forces Ghost particles Characterization of the simulation model Simulation results of linear chain systems Simulation results: transition Scaling analysis Structure functions Tricritical scaling Chain expansion Corrections to scaling: The hydrodynamic radius Polydispersity Shape analysis Simulation details: transition Simulation results of branched chain systems Simulation of stars Introduction Simulation results: transition of stars Shape analysis of stars Scaling and branching factors of stars Simulation of other branched topologies Introduction Description of the branched topologies Simulation results and discussion Scaling properties Determination of branching parameters Simulation of dendritic polymer structures Introduction Description of the degree of branching with dendritic macromolecules Simulations of dendrimers
13 CONTENTS iii Simulations of hyperbranched polymers Simulation results Monomer density distribution Branching factors Shape analysis of the dendrimers Structure functions A Data of linear single chains 143 B Data of branched chain systems 150 C Rotation matrix of a vector 165 D The simulation code 167 D.1 Code documentation E Derivation of the leading corrections to scaling for the hydrodynamic radius 173 F Snapshots of the dendrimers 175
14 iv CONTENTS
15 Chapter 1 Polymer Physics An introduction Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Es ist das Grundgefühl, das an der Wiege von Kunst und Wissenschaft steht. Albert Einstein [98] A Polymer is a large molecule, that is composed of many small chemical constitutional (repeating) units which are covalently bound to each other. The largest constitutional unit contributed by a single molecule in a polymerization process is called a monomer unit 1. Polyethylene (PE) (CH 3CH 2NCH 3 ), proteins and DNA are typical examples of such long, chainlike molecules, which are composed of a large number of single constituents. form Such macromolecular substances are naturally occurring in living organisms and are also synthetically produced, e.g. in the of plastic or rubber. Most of the synthetic polymers are produced by repetitively connecting particular constitutional units, such that they finally build a long sequence of units of the. The number of repetitive units is called degree of polymerization. Usually a molecule is called a polymer, once its properties do not change anymore when continuously adding repeating units [115]. In nature there are polymers with a degree of polymerization of up to "!$#. Due to their large masses, polymers possess an enormous variety of conformations 2 with different sizes and shapes. The study of these conformations is a key to understanding the diverse properties of macromolecules. Branching occurs naturally in polymer systems and usually cannot be completely avoided in the commercial fabrication of polymers. Depending on the polymerization process of low molecular weight compounds to high molecular weight polymers, the synthesis of macromolecules usually leads to a broad distribution of molecular weights [104, 122]. 1 Note that the monomer unit can be quite different from the constitutional unit. 2 In [89] a distinction between conformations and configurations is made in the sense that the latter only refers to the arrangement of electrons in their shells. In this work, however, no such distinction will be made and the two terms will be used interchangeably.
16 2 Polymer Physics An introduction The synthesis of Low Density Polyethylene (LDPE) with radical polymerization is a typical example of an important polymerization process that leads to a strong, mainly uncontrollable chain branching [10, 22, 40, 49, 121, 180, 194]. On the other hand, the properties of polymer compounds are greatly influenced by this topological variety [42, 84], see Fig linear polymer brush polymer star polymer regular dendrimer comb polymer hyperbranched polymer polymer network Figure 1.1: Schematic examples of different polymer topologies. Further complications arise when in addition to chain branching monomers of different types are combined in a macromolecule and build a copolymer [59]. The sum of macromolecules of a polymer system constitute a complex manyparticle system with a very high number of degrees of freedom. Hence, for the theoretical description of such systems one has to fall back upon the resources of statistical mechanics. By this turning away from the attempt to formulate theories that are based directly on the electronic and chemical structure, one can introduce simplified models which provide insight into macroscopic properties of polymers that depend universally on only a few parameters such as the chain length or interaction strength. Usually, experiments with polymers are done in solvents of variable qualities which gives rise to solventpolymer interactions. These interactions can be characterized by a Flory parameter% [56] which depends on temperature&. For many systems (e.g. polystyrenecyclohexane)%'(&)is a decreasing function of temperature. The phase diagram of experimental solventpolymer systems is given in terms of concentration*and temperature&. When one introduces an effective length per monomer,+, and the volume fraction of monomers,,.*/+10, the phase diagram assumes a universal
17 3 structure as described in Figure 1.2. χ coexistence curve good solvents poor solvents θ line dilute collapsed coils 1/2 + N 1/2 1/2 dilute swollen chains 2 phase region C N 1/2 spinodal semi dilute solutions in good solvent crossover line Φ Figure 1.2: Phase diagram of a polymersolvent system according to [56]. A solvent is referred to as good if the effective interaction between chain segments is repulsive. The effective interaction is summarized in one dimensionless parameter2in FloryHugginsTheory [56]. At lower2values, steric interaction dominates. The chains tend to swell. One enters this good solvent regime when one crosses a certain crossover line which defines a region of crossover between ideal and swollen chains. This crossover line is not a sharp boundary and is approximately defined by the condition ;:=< In usual cases such as polystyrenecyclohexane,2is a decreasing function of temperaturea; high temperatures correspond to the lower part of the figure. When2.BC:EDF>, the solvent is referred to as being poor and there is a twophase region and a critical pointg as indicated in the figure. The critical point occurs at very low concentrations. Polymers and solvents segregate and the polymer chains collapse to compact coils. The condition2ihj:ed?>defines the Kcondition at Ktemperature ALHLA1M, also called Kpoint which corresponds to an exact cancellation between steric repulsion and van der Waals attraction between monomers. AtA HNAOMpolymer chains possess a Gaussian conformation at all concentrations. The universal behavior along with the statistical nature of polymer systems is the reason why computer simulations are useful for the investigation of structural properties. Due to the ever increasing performance of modern computers it is possible to investigate the detailed structure of polymer models explicitly by numerical integration of the manyparticle equations of motion. However, simulations test only modelsystems of reality and their outcome has to be validated against both, theory and experiments. One great advantage with computer simulations is the possibility to study model systems of polymers without the typical errors and restrictions that one has to deal with when per
18 4 Polymer Physics An introduction forming real experiments. Instead, one can systematically alter single parameters that govern the behavior of the systems and can study the consequences thereof. In this work, linear chains and also several differently branched polymer systems are investigated systematically with the aid of high performance computer simulations and it is revealed how various kinds of branching influence their properties. Moreover, these results are compared with experimental data and theory. The outline of this work is as follows: In Chapter 2 many formulas and the terminology pertaining to the description of polymer systems are introduced. The following chapter discusses in detail various methods for the simulation of polymer systems. Different algorithmic optimizations that were used in the coding of this work are illustrated. It also introduces the model that was used in this work. Chapter 4 is devoted to a thorough discussion of the properties of the chosen model for linear chain systems. Finally, in Chapter 5, the model is applied to a variety of differently branched chain systems.
19 Pbonds Pbonds Chapter 2 Theoretical and experimental background Table of Contents 2.1 Modeling a polymer chain on different length and time scales The extension of a polymer chain Linear macromolecules Branched macromolecules The stiffness of a chain The gyration tensor Shape analysis Chain crossover and entanglement The influence of concentration blob picture The influence of solvent quality on chain conformations excluded volume Experimental methods Scattering methods Viscometry This chapter provides a summary of some of the most important features of polymer systems and theoretical models of polymers insofar as they are needed for an understanding of the subsequent chapters. Also some basic definitions, formulas and terminology, that will later be used extensively, will be introduced. This chapter is finished by a short discussion of the two most important experimental techniques to obtain information on the shape and conformation of macromolecular systems. 2.1 Modeling a polymer chain on different length and time scales The majority of most commonly used synthetic polymers, as well as all protein molecules, possess a hydrocarbon backbone, that is they have single covalentp along their main chains. On a short length scale, flexibility is hardly noticeable, as the locations of the backbone atoms appear to be fixed. As the energy of a typical covalent bond is of the order of "!ev, but the thermal energy at room temperature only is of orderq9&5r5!tsu!wvev, there are only small thermal vibrations of the bond lengthsx(y. Hence, these fluctuations are limited and hardly affect the overall conformation of a chain. On a larger length scale however, all different possible rotations about thep add up along a chain and finally may alter the chains shape completely. These many different rotational
20 Poscillations 6 Theoretical and experimental background H H H H C l b C Φ C Θ C C H H H H H H Figure 2.1: Schematic picture of a polyethylene chain with carbon backbone of average bond lengthz\[, bond anglekand torsion angle]. The rotations of angle]about the^<_^bonds, caused by thermal motions, give rise to different rotational isomers. In the energetically most favorable trans state, all the^<_^bonds lie in one plane whereas in the two possible metastable gauche states one bond is turned about]h à:e>?b$c. isomers are determined by Boltzmann statistics and correspond to different potential energies of the chain. While a description orderdfear7 of a polymer chain on this level of accuracy can be done in atomistic computer simulations by taking explicitly into account different bond angle potentials between individual atoms, the disadvantage with this kind of simulations is that one is restricted to a very small time scale of the systems. TypicalP are in the infrared regime which corresponds to a time scale of the "! gfs. Therefore, many properties that depend on a global relaxation of the chain, are not accessible, because this would involve time scales that are out of the scope of the atomistic description. Besides, an analytical, concise treatment, taking into account many different atomistic potentials in most cases is impossible. When discussing structural properties of polymer chains on a lowered resolution of the order of several nanometers, polymer chains exhibit universality. This is achieved by omitting the explicit chemical details such as bond angles, or rotational potentials. One global aspect of chains in such a coarsegrained picture is the distribution function of chain conformations. In a discussion of these properties one can make use of one of the simplest depictions of a polymer chain: The chain is modeled as a succession of rigid rods, each of lengthxwhich are fully flexible in every direction at their connection points, see Fig The connection points have zero volume and the segment directions are not correlated. This depiction of an ideal chain is called freely jointed chain and mathematically corresponds to a perfect random walk (RW) of uncorrelated steps in three dimensions. Taking into account the eigenvolume of the connected monomer points changes the distribution function and results in a chain expansion, which was derived by de Gennes [56]. He noticed a fundamental equivalence between the motion of long chains and an already solved problem in the field of critical phenomena when magnetic movements undergo a phase transition. Mathematically, this situation can be modeled by considering self avoiding walks (SAW). Another depiction of a polymer chain on a coarsegrained level is that of an elastic thread. This continuous depiction of a chain is called a wormlike chain model [111] as displayed in Fig. 2.2.
21 2.1 Modeling a polymer chain on different length and time scales 7 a) lb b) c) H H H H C C C C C H H H H H H Figure 2.2: Different stages of a coarsegrained view of a polymer chain. a) ideal freely jointed chain. The chain is a sequence of rigid rods, called segments, each of lengthz[, joined together with freely rotating hinges. The connection points of the segments have no eigenvolume. Such a chain corresponds to a perfect uncorrelated random walk (RW) in three dimensions. b) excluded volume chain. This is a more realistic chain model as it takes into account the ever present proper volume of the junction points. The excluded volume interaction leads to an expansion of a polymer chain which can be modeled by a selfavoiding walk (SAW). c) wormlike chain. The polymer is modeled as a continuous elastic string which owes its flexibility to the small thermal vibrations about the equilibrium. These vibrations add up along the chain over large distances. Rotational isomers do not exist in this basic notion of a chain. However, if one zoomed in on the filament, all the chemical details would be regained.
22 8 Theoretical and experimental background 2.2 The extension of a polymer chain Linear macromolecules When considering a linear chain, its overall extension is preferably discussed in terms of the meansquare endtoend distancehji (poq )klor the meansquare radius of gyrationhmi anl[56, 59, hi klsr.thi 72, 223]. For very long chains ) these two properties are related to each other as bracketsx SySyS{z where the indicate hmi an )kl} Fi ensemble ~ average and the subscriptrdenotes ideal chain i behavior. The simplest quantity that determines the size of a polymer chain is, see Fig. 2.3: ofhi klon lengthsx Ya i XƒY  i "Y i The dependence and on the bond "Ŷ is yielded by consideringš Fmonomers of an ideal freely jointed chain (simple RW) connected by bond vectorsi hmi klrcœž ~ Y ri X Y\  ~ Y rhi XƒYl ~ 1 Y r Y hi ~ X Ysi X l h i X Ŷ l Xƒ S XY: (2.3) There is no correlation between any bondsi X Yandi termx š h i ofhœi X along the chain. The XƒY l is the average k hmi bond length of the chain. There are many different possible configurations of a chain leading to the same value k l. Hence, it is not possible to extract information on the actual overall shape of a chain when knowing k l alone. ( ž Another crucial point is that the endtoend distance becomes ambiguous when the macromolecule is branched, and it is even undefined when the macromolecule is cyclic. In all cases, however, the radius of gyrationn hmi n l remains well defined. For a rigid set of )monomers, indexed byÿrunning from!to and with particleÿ weighted as _Yit is defined as hmi nl Œ Y r ~ Yi Y" ~ wherei Y i Y CM  Y v Y v Yªandi i CM denotes the vector to the center of mass, expressed in the same coordinate system used for the vectori Yto atomÿ. The introduction of weighting factors «Yis useful in the study of copolymers, especially so, when the effective scattering contrast strongly differs for the various components of the macromolecule. nlurwv (2.1) S (2.2) Y r Y v (2.4)
23 È È 2.2 The extension of a polymer chain 9 m r i mi rcm s i R g R e m N Figure 2.3: Illustration of the endtoend distance and the radius of gyration š±for a given chain with (²L³ :) monomers and² segments. Origo Here, however, it will be assumed that these differences are not important and thus one will adopt a hji nlsimpler definition that arises 7 Yy r i ~ Y s7.f when all of the «Yare identical 1 r/ Y µ ~ i?y S : i (2.5) This quantity is directly available in static scattering experiments (SANS or SAXS, see Subsection 2.6.1). By itself,hœi an lorhji =kldoes not provide information about the shape of the distribution function. In particular it does not reveal, whether the distribution is sharp with only a few conformations populated by the chain or whether it is broad, implying that the macromolecule can take many conformations of very different extensions. This information can be obtained by considering the higher even moments. )k º¹»¼«X( T½ ¾¼ÀEÁTÂ¹ 9k The distribution function kof a RW chain in dimensions is given by: ( Ér and any moment ) is calculated hji =k?äåçælr k?äåçæ kê 0EË i by: The width of the distribution function is obtained fromhi nflríìhi ÔÖÕ only one single conformation is accessible, this dimensionless ratio is one. For any value of, one yields [136] 1 In simulations, reduced units are used in which all monomer massesîðïñòand hence the molecular weightópñ ÏØ sùîïñ_ú. Therefore, the termsúandó will be used interchangeably in this work, unless explicitly stated otherwise. «X( Ã½v (2.6) Ér )kê 0Ë S (2.7) nlr. If
24 î î 10 Theoretical and experimental background hœi nfwlr?ûì forºá ( Equation (2.8) yields and is larger than 1 for âã. The limiting value for äæå) is?þjá Sç twè9sysys[71]. The distribution function ~íìè é ê ë kflur for the endtoend distance is larger than the one forn[71]: hi ~íìè Þ nlr?û 0š ÝÜ$Þ V?Þ Ýß àfeß W ts (2.8) klr é ê ë V .ÞÌVá SçtttÃSySySyS (2.9) Another quantity that describes the size of a polymer chain is the hydrodynamic radiusm. It is experimentally determined by dynamic light scattering [20] and describes the equivalent radius of a polymer chain in a flow field. In computer simulations it can be measured as a static quantity. It is defined as [223]: ) ï  Y;ð i?y ÊïS i (ñ ä (2.10) De Gennes noticed a fundamental analogy between polymer statistics and the theory of critical phenomena. This analogy is obtained by taking the!)limit in the n vector model (c.f. [56]) which serves for the description of magnetic atoms on a periodic lattice. Universality in this model can be seen by all critical exponents depending only on dimension and the number of equivalent componentsñ. Likewise, universality of polymer hi chains is expressed in universal power laws of the form nl ò v ò ¾ ó (2.11) (2.12) or with the exponentţôbeing the fractal dimension of the chain. Fractals and fractal behavior are abundant in nature [50, 89], with polymers being only one of many examples [4, 41, 47]. Table 2.1 gives values of, associated with different conformations. ( } Branched macromolecules The average extension of the ) monomers of a chain can be reduced by changing their connectivity. A common experimental means of characterizing the influence of branched molecular architectures on the mean square dimensions is designated by a branching factorõthat is defined as
25 2.2 The extension of a polymer chain 11 R.VÌÞ Conformation globule 1/3 random coil (solvent) 1/2 random coil (SAW) rigid rod 1 dendrimers (good solvent) Table to²ûhjúfb$ b bfbgaveö_hüb$ øfúýfý ÌbW bfb bfþ 2.1: Scaling exponentsöfor various conformations. The best estimate for linear random coils in good solvent according renormalization group computations isöihábw ùø?ú úçǹbw bfb$:[131], [147], [154]. MonteCarlo simulations with walks of up [125]. The results for dendrimers are taken from Ref. [132]. the ratio of the radii of gyration of a branched and a linear molecule at the same solvent conditions and containing the same number of monomers õœ [234]: an Y kˆÿ k¾s ˆn ÿ (2.13) In an functional star branched polymer, the macromolecule contains brancheszà W, each withì bonds that emanate from a common center. The center can be either a single atom or an extended collection of atoms that are constrained to remain close together, so that all the branches emanate from a volume much smaller than n0, see Fig The application of random flight õm 0 ô statistics leads to a very simple expression forõ[234]: with indicating the number of bonds in branch. When one assumes that each branch contains the same numberì õm V of bonds one yields: \V 0v (2.14) S (2.15) Myake and Freed [143] performed renormalizationgroup calculations and obtained the branching factorõin õm V?VsFE W an expansion as: s\v W Ü1FE\VÞWé V Ì =S é (2.16) (ãzc As approaches infinity, theõvalue approaches zero, which implies an infinitely dense globular state. Hence, upon increasing, at some point, the assumption of random flight statistics breaks down due to the increasing density of arms at the branch point. Deviations from the prediction of Eq. (2.15) have been seen in experiments with manyarm stars "!) [171, 219]. These highly branched structures have been called fuzzy spheres [219], as a comparison of the hydrodynamic radii
26 12 Theoretical and experimental background from transport measurements with the thermodynamic radii deduced from equilibrium measurements suggests that these molecules behave like spheres with a hydrodynamically penetrable surface layer. The experimental problem of incomplete coupling of the star arms to their central vertex is discussed in [45]. For more complicated branched polymer structures, such as comb polymers or randomly branched polymers,õfactors have been calculated and can be found in [172]. 2.3 The stiffness of a chain The flexibility of a chain is not very noticeable at small scales, but it starts showing up as the scale increases. Thus, there exists an upper limit of length for the chain segmentsx at which a chain can be considered as stiff. This length is called effective segment length or Kuhn length and is accessible by experiments. A chain with total mass and contour length L contains. ÌX! Kuhn segments. Since they are not correlated, one can X!. hi kl use the freely  hi kl jointed chain model with Eq. (2.3) to obtain  FÊX( S (2.17) For many synthetic polymers, Kuhn lengths of about nm are typical, whereas DNA s Kuhn length isþ!!nm. For a perfect stiff stainx. A different parameter, which cannot be measured easily in experiments, is the persistence length X#" of a chain, defined implicitly by the equation %$'&)(1  ÀEÁTÂ¹ X"½v (2.18) which is obtained from the wormlike chain model when considering consecutive unit tangent vectors which include an angle. The parameter denotes the length along the chains contour and the inverse decay constant defines the persistence lengthx". The memory of chain direction is retained on length scales shorter thanx", but completely lost, oncex" is exceeded. Because the memory extends to both directions along a chain, the following equation holds X"ÌX!.á Ì v (2.19) which is also approximately valid for other chain models. In the limit of large values of one defines the characteristic ratio of a chain as [73]: ~ ìè éƒê ë hmi klr *È û which is experimentally determined by viscosity measurements on polymers dissolved insolvents [188]. The characteristic ratio is a measure of the effective minimum random walk step length of a chain. For an ideal freely jointed chain, which is not the case with real flexible polymers FÊX( +*Èv (2.20)
27 2.4 The gyration tensor 13 polymer solvent &,/. C] CÈ polybutadiene decalin polyisobutylene (atactic) benzene polyethylene dodecanol polypropylene cyclohexane polymethylmethacrylate (atactic) various solvents polystyrene (atactic) cyclohexane Table 2.2: Examples of characteristic ratiosg10 for some selected polymersolvent systems underkconditions. All values are taken from Ref. [42]. *È underconditions 2. The restrictions in bond and rotation angles in real polymers lead to larger dimensions of the chains than expected from the random flight model. Table 2.2 includes some examples of for different polymersolvent systems. 2.4 The gyration tensor When the components&,&,&ªofhmi &  &ª hmi find &  anlof some individual chains are taken along the axes of some arbitrary orthogonal coordinate system, then on average, one expects to nl32v, as there is no preference in direction or orientation in space. After averaging over a large number of conformations, a polymer chain therefore may be considered to be a spherical object. In 1934, it was pointed out by Kuhn that this is not true for the instantaneous shape of individual chains when observed without orientational averaging [116]. Much later, the foundations of the investigation of the shape of polymers were laid by Sˇolc and Stockmayer [182, 183]. They introduced the concept of analyzing the principal moments of the gyration tensor 4, defined as the outer product of the above defined vectori Yfor 4La fixed conformation 7 à Y ri ~ YS i of the chain Y65 (2.21) Since then, many investigations by theoretical [9, 18, 58, 67, 79, 105, 177, 185, 212, 213] and numerical approaches [102, 123, 135, 190, 229, 231] for a variety of different chain topologies and spatial dimensions have been performed. While the size of a polymer chainkfor linear random walks [73], as well as for star branched random walks [184, 228] could be treated theoretically, exact analytical results are available only for very few characteristic quantities of polymer shapes [173, 182, 213]. In some arbitrary chosen coordinate  &Å system the averaged components of 4 can be written in the form of a matrix 7 Œ : 7 ~ &Å Y r YÅ Y vñž} v vvv (2.22) 2 The term 8 condition corresponds to the 9Ñ Ò;:=< condition in FloryHugginsTheory, c.f. Fig. 1.2 on Page 3.
28 ÑÑ ] ] [ \ Y9ÙgY YÙY[OY\Ñch_ï rì 0r rì 0r 14 Theoretical and experimental background Architecture staröàü9 starö.vw linear chain macro cycle Table 2.3: Examples of dimensionless ratios of the principal moments atkconditions. Values for the stars and macro cycles are taken from [136] and [184]. The number of beads per star arm is the same. Data (7 for the linear chain from [182]. with the brackets indicating an average over all equilibrium conformations of a chain of length F. The individual components of this matrix are dependent upon the particular choice of the reference system. The radius of gyration however is just a number and therefore the first invariant 3 that can be gained by the trace of 7 : n & " & &âª S (2.23) The eigenvalues Yof 7 subscripts of the components íyare assigned such that BA BA 0. are the principal moments of the equivalent ellipsoid. In this work, the The shape of a chain can be characterized by various manipulations of the principal moments. Ì0C Ì0ž Shape analysis The asymmetry of chain conformations is characterized by the dimensionless ratiosðâì0â Ì0â.![182, 183]. Spherical symmetry requires. Averaging of the respective principal moments over many conformations obtained at equilibrium allows for a discussion of the asymmetry of conformations in terms of Ì 0and Ì 0. Table 2.3 presents some examples of these dimensionless ratios for differently branched structures underconditions. Several additional measurements are useful to investigate other types of symmetries. These can be derived from the traceless form of the tensor 4 : 7ED)F#GIH)JKLG MON QP+7RD)F#GIH (2.24) ]Ù Ñ 3 The T'UWV invariant of a tensor X of rank 2 with eigenvalues YÙ Z Y[ and Y9Ù Y\ is defined as the sum of all subdeterminants Y9Ù_^`Y [ ^ay \ÑcbQd [ ^ay [ Y \ ^ay \ of order T, that is:
29  k p p î p p 2.4 The gyration tensor 15 where S is the unit tensor. Following Mortensen s treatment of the polarizability tensor [181], one can find another traceless tensor which is split into two terms, each consisting of a scalar and a constant numerical tensor: 7RD)F#GIH)JK LG MON QP>kQ7RD)F#GIH1\ ÌVv ÌVv ÌVW *Q7ED)F#GIHO!v Ì v Ì WS (2.25) By comparison of Eq. kç (2.24) and (2.25), one yields definitions for the asphericity k and the acylindricity*as * l and ml 0'nv k=â!v =0 'nv *Ðâ!TS (2.26) (2.27) * Ì /nr!ts For shapes of cylindrical symmetry * !, otherwise*)z!. For long linear random walk chains, [196]. Another definition of the asphericity îqp which is most frequently used in literature was introduced by Rudnick and Gaspari [173] and Aronowitz and Nelson [9] and is defined as follows: The value of k is zero if the considered chain has a tetrahedral or higher symmetry, otherwise kzà!. For very long linear SAW chains, k Ì nrß!tsçtt[196]. dioðl V ï á V q0 r ïv (2.28) where the quantitiesyare the respective invariants of 4. For rodlike molecules,do takes a value of 1 and it vanishes for molecules with spherical symmetry. The analytical evaluation ofdo however is very difficult obtaineddo.!tsùüu because the averaging of a ratio of fluctuating quantities is involved. Theoretical expressions are so far only available for linear chains. For linear random walks Diel and Eisenriegler [58] founddo !TSçVÛÜ$ Wè9SySySin a Ì expansion, where is the dimension of space in which the polymer is embedded. Jagodzinski et al [105] calculated the ratiodo with renormalization group methods and?þanddo!tsçvûüin d)} a good andsolvent respectively. Due to the above said, often a quantitydis considered, instead ofdo : V (2.29) S In Eq. (2.29) the denominator and numerator are averaged separately. Therefore, theoretical expressions could be derived for this definition of asphericity, both, for linear [173] and star branched chains [212]. For infinitely large star branched dð?þ!) EÜW!) 1 random walk chains with arms Wei and Eichinger found [212]: C todr!tsçþ tv which is a generalization of the treatment by Rudnik and Gaspari [173] and reduces with for linear chains. By use of an expansion [9] a slightly higher value ofdm}!tsçþvühas been found for selfavoiding random walks. *  d  gets Ì 0 For a perfect sphere one do?vþ?!) ÝÜs 1v (2.30) Ì 0 which !. immediately yields
30 16 Theoretical and experimental background ξ Figure 2.4: Blob picture of polymer chains in dilute and semidilute solution. On distances t smaller than the screening length u the chain exhibits RWbehavior, whereas on length scales larger than u the concentration fluctuations have decreased so much that the excluded volume interactions do not play any role anymore and the chain behaves in an ideal (Gaussian) manner. 2.5 Chain crossover and entanglement The influence of concentration blob picture Polymer solutions are liquid mixtures of long polymer chains and small, light solvent molecules. Solvents interact with polymer molecules which generates additional varieties of sizes and shapes. In melts, macromolecules are solvents for their own kind. The conformation of a chain in solution is affected by temperature& just as much as by concentration*. The latter can be classified in three categories [192]: the dilute solution* v, the semidilute solution*o and the concentrated ò solution* vwv. These three regimes are characterized by three important quantities: The number of elements per chain, the segment densityand the correlation length x. In a dilute solution, polymer chains behave like single blobs of radiusæyx Ý0 z. The concentration*v is simplyì, and the chains are separated from each other. In the range between concentrated and dilute solutions there is a wide crossover concentration region at which xò the chain behavior can be appropriately described by the blob picture [56], see Fig. 2.4 and c.f. Fig For a concentration just slightly above*o, the coils become entangled and a network of mesh size x is formed. An individual chain can then be divided into a sequence of blobs of radius x. At distances larger than * 0Êf, that is, outside the blobs, the chains behave in a Gaussian fashion, whereas inside the blobs the subchains obey SAWstatistics, as shown in Fig The influence of solvent quality on chain conformations excluded volume A solvent is referred to as good when the prevailing form of the effective interaction between chain segments is the repulsive part of the potential energy at shorter distances. The chains tend to swell. In the opposite case of a poor solvent, polymers tend to shrink. The focus for the description of chains in different solvents is on an expansion factor that can be defined as
31 ºoq 2.6 Experimental methods 17 { hni h i nlrv anl (2.31) wherehni nlwithout the subscriptrdenotes the mean squared radius of gyration in the presence of excluded volume interactions. As increases, { grows as z. At the very point were the second virial coefficientintersects zero, the repulsive and attractive interactions just cancel each other which defines the point and temperature, respectively (c.f. Fig. 1.2 on Page 3). There are still threebody and higher interactions present in a solvent, but their contribution to the free energy is negligibly small [56, 89]. To describe the distance of temperature& from the temperature, a dimensionless parameter is used, the reduced temperature for& z &~}v which is defined as: (2.32) { &~}& for&lx &~}S and &~} (2.33)  & &~} &Q} The argument of the crossover scaling function is given by. At temperature, á v ƒ q v I 0v At& x &Q}, } I0 zv At& z &Q}, } 2.6 Experimental methods Scattering methods ò rò S v ò 0 0S (2.34) zü v ò 0 zs (2.35) (2.36) Scattering methods are the most important methods for the direct determination of polymer shapes and dimensions. In particles, the incoming waves keep shifting electrons and nuclei relative to each other. This shifting creates induced dipoles which follow the oscillating electric field with the same frequency and produce scattered radiation. The more dipoles are generated per particle, i.e. per its mass or molar mass, the higher is the scattering intensity. The theory of scattering applies to any
32 Þ Š ŒÌ«S 18 ( ür!ts ( R V!!nm Theoretical and experimental background wavelength. Most important for polymer science are visible light è!!nm), neutron beams nm ( ür!tsu!w nm ( R!TSU!s nm), Xrays nm) and electron beams nm). Static light scattering depends on the difference in polarizabilities of polymers and solvents. Small Angle Xray Scattering, SAXS, registers differences in electron densities of solvents and polymers and Small Angle Neutron Scattering, SANS, differences in coherent neutron scattering lengths of, e.g. deuterated monomeric units and undeuterated solvent molecules. Static light scattering is the most affordable method, small angle neutron scattering the most expensive. An overview of these methods can be found in standard textbooks, e. g. [113, 188] Viscometry Dimensions of polymer molecules are not only obtainable by scattering experiments but also from the response of molecules to hydrodynamic forces, for example, during diffusion (see Sec for more details) and viscous flow. Viscometry of dilute solutions allows one to determine specific volumes of macromolecules that are directly related to the shape and dimensions of the dissolved molecules and indirectly to their molar masses. The viscosity of dispersions of small spheres in solvents of viscosity can be described by a power series with respect to the volume fraction ˆà*/Š ~ 6ŒÌ occupied by the spheres with volume ~Œà fo 0)0: œ ) Fí Ž ˆ ržˆ àøs (2.37) ŽR}EÜsS The coefficient Ž was calculated by Albert Einstein as Ž  ÞÌ for unsolvated, rigid spheres which is confirmed by experiment. The extension of the theory by E. Guth furnished [38]. Equation (2.37) can be applied to any polymer solutions, since macromolecules, being hydrodynamically impermeable, behave like hard spheres with volumes ÿ as  given by the hydrodynamic radiusœ. The following definitions are useful in the context of polymer solutions: relative viscosity Ì v Wÿk¾  ) Ì ) v "S (2.38) specific viscosity " (2.39) reduced viscosity (2.40) * ) The reduced viscosity of Eq. (2.40) is a quantity characteristic for a solute, which describes the soluted individual particles if they can move independently in the solvent. This usually is only the case for strongly diluted solvents which are easy to achieve with lowmolecular substances. However, the dissolved coils of macromolecules on the other hand comprise almost all of the total available volume even at very high dilutions. The values obtained for Ãÿk¾for such solutions are therefore not characteristic for the individual macromolecules, but they also contain contributions from interactions. In order to obtain information about size and shape of solvated macromolecules one has to perform an extrapolation to*!. This limiting value is called intrinsic viscosity and is defined as:, s  ìr ÿk¾ éƒê ë ìr éƒê ë * ) " ) "  (2.41) For the extrapolation of the reduced viscosity to zero concentration there exist several empirical equations, e.g. the Huggins equation for nonelectrolytes:
33 Ãô 2.6 Experimental methods 19 object { swollen chain 0.8 5/3 ideal chain hollow sphere solid sphere thin disk thin rod s s ÿk¾, QsŒŠ, s W Table 2.4: Examples of fractal dimensions of several important particle shapes. (2.42) The Huggins constantq_œ between!tsçvvand!ts is a measure for the interaction of the solute particles with the solvent and usually has values. The dependence of intrinsic viscosities, ) on molecular masses can often be described by the empirical KuhnMarkHouwinkSakurada equation:, ) > v ò )0ò (2.43) where a and { are system specific constants that depend on constitution, configuration and molar mass distribution of the polymer as well as on the solvent and temperature. As by definition, the hydrodynamic volume scales as Œ 0¾óone obtains, ) ò 6Œ ò 0Ä¾ó Æv (2.44) which means that when using {.VÌşôFand measuring, s as a function of, one can determine the fractal dimension of a polymer which is an important information about shape and conformation. Table 2.4 summarizes fractal dimensions for a variety of particle shapes.
34 20 Theoretical and experimental background
35 Chapter 3 Software design, algorithms and computer polymers Table of Contents 3.1 Introduction MonteCarlo simulations Simple sampling Importance sampling The pivot algorithm Molecular Dynamics simulations Integration scheme Integration scheme for a NVEensemble Integration scheme for a NVTensemble Setup of chains Optimizations The searchalgorithm for the forces Ghost particles Characterization of the simulation model This chapter first gives a short introduction of the two simulation techniques that were used in this work. It proceeds with a description of the implemented algorithmic optimizations that were used to speed up the integration scheme. This chapter ends with an illustration and discussion of the actual choice of the polymer model that was used and implemented on the computer. An annotated version of the simulation code that was written completely from scratch for this work can be found in the Appendix D Introduction Computer simulations nowadays play a decisive and indispensable role as a helpful tool in many branches of science. In particular in polymer physics the use of computers proves very helpful due to the statistical nature of the investigated systems [26]. With manyparticle systems which one usually has to deal with in polymer science, the use of computational methods allows one to test models by explicitly solving the appropriate equations of motion.
36 22 Software design, algorithms and computer polymers When performing simulations, usually a certain number of particles are distributed in a cubic box [3]. The hyper surface of the potential among the particles generally is a function of the coordinatesi W Y š i "Y; Y œy ši?yvi Y of all particles and may be expressed by the following equation [108, 119, 130]: œy œ9 IœYš0i?Yvi vi ž¼ à""ís (3.1) ž The terms š všvš0, etc. are contributions due to external forces, pairwise and triple interactions. Mostly one assumes that the total potential can be written as a sum of simple pairpotentials. The term can be considered to be an effective potential which, in the sum, contains manyparticle contributions. šthen In essence, two different simulation methods have been developed: MonteCarlo (MC) and Molecular Dynamics (MD). Both are based on methods of statistical physics and probability theory and both were used in this work. 3.2 MonteCarlo simulations As the name implies, random processes, respectively random numbers, play a major role in this sort of simulation procedure. The MCmethod allows one to change the location of a system in phase space in a stochastic way: With the aid of random numbers a specific coordinate in phase space is chosen and then changed according to certain side conditions. When using a good random number generator 1, see e.g. [157], the system thus will explore all available points in phase space after a long enough period of time. In this work an implementation of RAN1 of Ref. [157] was used for all computations that involved random numbers. In [78] there is an extensive test of RAN1, among several other pseudorandom number generators. While there are many different variations of the MCmethod, it can generally be divided into two groups which are described subsequently Simple sampling The simulations of interacting manyparticle systems are generally focused on the determination of ensemble averages, which represent the averages of physical thermodynamic quantities. For an observable É5É jÿvíve gÿvíve Ê şÿv such averages can be written as manydimensional integrals of the form (3.2) withbeing the phase density of the corresponding statistical ensemble and and Ÿ being the phase space coordinates. Characteristic of these ensemble averages is: 1 Today, the most convenient and most reliable method of obtaining random numbers in practice is the use of a deterministic algorithm. Such a numerical method produces a sequence of pseudorandom numbers (PRNs) that mimic the statistical properties of true random numbers in the best possible manner.
37 3.2 MonteCarlo simulations 23 ( they are highdimensional integrals, which in essence are dependent upon all coordinates and velocities of the consideredparticle system, e.g. t) dimensional for a monoatomic gas; they vary over many orders of magnitude, but only very small regions of phase space contribute to the averages. Considering a canonical Ð& ensemble, the corresponding average of some quantity J"Æ J"Æ v is given by  jÿv ŒÄ şÿ ª ŒÄ şÿ (3.3) with «I ž= and the Hamiltonian ÍvŸW Y iŷ jÿws ~ (3.4) jÿwis the total potential energy andiyis the momentum vector of theÿth particle. For an ideal gas jÿwc!and integration over yields a factor of\»¼öq w&ð per degree of freedom. Consequently, the MCmethod considers only configuration space, having eliminated the momentum part of phase space. The calculation of averaged quantities, such as, is thus reduced to the calculation of the configurational part which in turn is determined by the form of jÿw: (3.5)  S a ŸW )±Ä² ÆşŸ )±Ä² ÆşŸ In general, Eq. (3.5) will be unsolvable for most considered systems, however, can be approximated by replacing the phase space integrals  Yy %³ Y; )±Ä ÏÆ by sums over a finite set of states ³ : Rµ Y )±Ä ÏÆ S (3.6) Clearly, certain sets of states ³ will give a more accurate approximation of than others. The simple sampling MCmethod [26] uses equally distributed random numbers to select the ³ sampled states in phase space. Typical applications of this method in mathematics or physics are the calculation of volumes or surfaces by numerically calculating highdimensional integrals [150], the numerical treatment of algebraic and differential equations or the simulation of latticesystems, which is fundamental for many problems in solid state physics, e.g. the Isingmodel or spinsystems. In combination with Percolation Theory 2 [187] the latter allows for the description of structural and transport properties as well as opening a door to the understanding of critical phenomena [31]. 2 This theory investigates the behavior of clusters on lattices and provides connections between cluster properties and lattice site distributions.
38 24 Software design, algorithms and computer polymers Importance sampling The simple sampling MCmethod has a severe drawback when the observable is a strongly fluctuating function over the integration range. Any sharp peak in will be missed by the simple sampling method. To overcome this problem, another MonteCarlo method has been developed which is called importance sampling: One uses distributions of weighted random numbers, which allow for a shifting of sampled phase space points towards the areas where the functionchanges the most. As a result, mostly those areas which contribute most to the phase space integral and hence are the most important ones, are sampled. This Y j%³ YÊ %³ Y )±Ä ÏÆ gives rise to the name importance sampling. The method of importance sampling was developed by Metropolis, Rosenbluth et al. [139] and yields the equation:  Y %³Y\ ±Ä ÏÆ v (3.7)  Yy j%³ys requires %³ÍY; º k %³ Yò (3.8) Clearly, for this to be true one k %³Y\for ³äæå. A k %³Y\&%³Yä ³Y  k %³Y &%³Y ä ³ Y\S (3.9) with %³Ybeing the predefined probability with which states are chosen (importance sampling), such that the desired mean value is given by: ³ )±Ä ÏÆand that %³ÍYä much of the art of MCmethods is to ensure that states are actually chosen with this probability [23], [24], [26]. Because k %³ Y;at equilibrium is not explicitly known, one constructs a random flight of points ³ Yin phase space a Markov Chain in such a way sufficient condition for this to hold is that the transition probability&j%³yä ³Y ³Y² for the transition from state to state ³Y fulfills the condition of detailed balance: This is the requirement of reversibility &%³ Yä of ³Y states on a microscopic scale. From Eq. (3.9) one yields: (3.10) &%³Y ä ³ Y;> ¹O±v withd Jº j%³y m%³ Y\. The ratio of transition probabilities is only dependent upon the difference &%³ Yä d }z!v ³Y š¼» of the potential energy of configurations ³ÍYand ³Y. This does not specify&%³¼yä ³Y in a unique way. According to Metropolis, one takes a convenient choice of& which is consistent with the principle of detailed balance: ¹ ± (3.11) otherwises
39 3.2 MonteCarlo simulations 25 start setup a start configuration S chose a particle k at random move particle k in phase space S S calculate the energy difference du = U(S )  U(S) true? du < = 0 false generate a random number z of (0,1) true accept configuration S exp(? β du ) > z false discard configuration S? next step true false end Figure 3.1: The Metropolis algorithm as it was used in this work.
40 26 Software design, algorithms and computer polymers z α ϑ n y ϕ x Figure 3.2: Illustration of a pivot move. The greyshaded part of the chain is rotated about a randomly chosen normal vector ½. The proof of convergence to the average of the desired canonical ensemble can be done with the aid of the central limit theorem, see e.g. [69]. Metropolis et al. give reasons for the correct convergence behavior on physical grounds [139]. In [204] it was shown that valid MonteCarlo simulations can be obtained by sampling schemes that do not obey strict detailed balance as long as the set of MonteCarlo moves leaves the Boltzmann distribution invariant and therefore leads to regular sampling. An overview of the Metropolis algorithm is given in the flow diagram of Fig. 3.1 on Page The pivot algorithm Chain polymers were among the first objects simulated on electronic computers and they still present a challenge, because of the particular structure of this problem which involves the relaxation of the chain on different length scales. Straightforward algorithms such as simple sampling are often inefficient and a whole host of methods has been proposed, all with certain merits and disadvantages [23, 25, 26]. One very efficient method to obtain equilibrium samples on a simplecubic lattice was proposed in [82, 83]. This method combines the RosenbluthRosenbluth method with recursive enrichment and is called PERM (PrunedEnriched Rosenbluth Method). Today it seems that the pivot algorithm, which was proposed by M. Lal in 1969 [118] is the most popular one in order to gain equilibrium samples of single chains in the continuum or on a lattice. Pivoting a chain in its configuration space proved to be most efficient for relatively open, dilute systems such as isolated linear chains [129, 227], but also for selfavoiding starbranched polymers [224, 225], where the segment density near the branching point is relatively large in comparison with the linear chain. The algorithm proved very efficient for both, lattice and continuum models [24]. However, it becomes inefficient in dense or constrained systems where most of the global moves (which make it fast in dilute systems) are rejected due to overlaps with other chains. An illustration of a pivot move with a linear chain is given in Fig. 3.2: A configurational change of the chain is achieved by rotating one part of the chain around a randomly selected bond. This new configuration undergoes a Metropolis algorithm according to which the new configuration is either accepted or rejected. Thus, the pivot algorithm fits perfectly into the scheme of the Metropolis
41 i i 3.2 MonteCarlo simulations average acceptance rate N = 50 N = 100 N = 200 N = 400 <R g 2> attractive interaction strength λ Figure 3.3: Acceptance rate of pivot moves for linear chains as a function of the molecular weight² and the interaction strength ¾ during a hybridsimulation in which pivot moves were used alternately with MD simulation steps. Only for very dense systems and very long chains the pivot algorithm does become inefficient t Figure 3.4: Time evolution of ensemble of:/bfbstar with ÅmHÇÆ and²éè;êëýh polymers ø?bmonomers per arm. Time is displayed in Lennard Jones units (see Section 3.4 ±À on Page 40 for details). The upper curve displays the whole star. The lower curve corresponds to š±'à over the individual stararms. After:b Í integration steps the pivot moves were switched off and only Stochastic Dynamics simulation (see Section ) steps were performed. algorithm with the only difference being that a whole part of the chain is moved in phase space as opposed to a single particle in the original scheme. The pivot algorithm was applied all simulations of single chains in this work: After having chosen at random a particleqwith coordinatei rof the chain as spin center, all the rest of the chain (to say, all particles with indices larger thanq) is rotated about this particleq. To achieve this, a random rotation matrix Î is calculated for each pivot move such that for the new positionsi 1v of the rs rotated part the following equation holds: (3.12) The random rotation matrix Î is given by a normal vectori coordinates and a rotation angle {. Î applied to a vectori yields: v i i i ñ i r rîçï sj i  i ñi {i ñ i ñwðv=ñin {v spherical, W(êÌ (3.13) where {šv=ñ $'&)( and Ð are chosen equally distributed from the interval,!v» Î J Ï $'&)( {.i and A derivation of Eq. (3.12) can be found in Appendix C on Page 165. WE $'&)( ñçò vá, respectively. The global moves of the pivot algorithm allow for a fast relaxation of a chain on large length scales. To speed up the relaxation on short length scales, too, MD simulation steps were also performed at certain time intervals. In Fig. 3.3 the efficiency of the pivot moves when applying this hybridalgorithm is shown for different chain lengths and different values of the interaction parameter which will be defined in a subsequent chapter. The acceptance rate is well above 50% for
42 28 Software design, algorithms and computer polymers smaller systems and also under conditions, in the vicinity of R!TSçtÞ, one still has a high enough acceptance of global moves to relax the chains very efficiently. The fast relaxation by pivot moves is displayed in Fig. 3.4 which shows the time evolution of nfor a branched system at equilibrium. As long as pivot moves are performed the radius of gyration fluctuates very fast about an average value. As soon as no pivot moves are done anymore the autocorrelation function of the system is increased. 3.3 Molecular Dynamics simulations In MD simulations, random numbers, if at all, are only used to set the initial conditions of a system or when one uses a heat bath to which the investigated system is to be coupled. Other than that the MDapproach evolves the considered system in phase space in a quasideterministic manner. The MDmethod was first proposed by Alder and Wainwright [5, 6]. They investigated a liquid of hard spheres. The first simulation of a more realistic continuous model of a liquid was published by Raman in 1964 [159]. He simulated liquid Argon using a set of LennardJones particles. In 1971 it followed the investigation of a liquid melted CarbonChloride with coulomb interactions by Woodcock [221]. Shortly after this, Rahman and Stillinger reported on the simulation of water [160]. Influenced by these first successes the field of computer simulation developed rapidly and has been extended to many fields of interest, such as biology, biophysics, chemistry and branches of engineering [106, 153]. A MD simulation program can generally be divided into three main parts, see Fig The initialization of chains with coordinates and velocities. 2. Calculation of all forces acting upon each single particle. 3. Integration of the equations of motion using the positions, coordinates and forces of all particles. Particles with coordinates and velocities force calculation one timestep integration Figure 3.5: General scheme of a Molecular Dynamics simulation.
43 ii š becomes Œ 3.3 Molecular Dynamics simulations Integration scheme Usually, in MD simulations, the classic equations of motion for the movement of a system of interacting point particles are solved numerically for many successive time steps Óje3 with fixed boundary conditions. The individual particles of the considered system interact via phenomenological potentials which are to be as realistic as possible, but also numerically simple. In the simplest case one considers the Newtonian equations of motion for a system in a cubic simulation box. The cubic box is used almost exclusively in MD simulations, due to its simple geometry in comparison to the other spacefilling bodies, among which the Dodecahedron and the Octahedron are used particularly [3]. Spherical boundary conditions have also been investigated, with which the threedimensional system is treated as surface of a hyper sphere [112] Integration scheme for a NVEensemble As for integration schemes, many different methods for different ensembles have been proposed [8, 80, 81, 90, 91, 97, 99, 161]. Quite common in simulations are different versions of the Verlet algorithm [205, 206]. In this work, a particular implementation of the Verlet algorithm, the velocityverlet algorithm [193], was used, which calculates the positionsi and velocitiesiofÿparticles, exerted to external forcesi ÔY, as follows (see "Y eí Ójê Fig. 3.6): ?Y ê qójei i šy ê Óje šy eí Ójê  šy e Í i Yi YÉÕi ÔY e i This algorithm is very apt for the simulation of a micro canonical ensemble as it is timereversible and keeps the total energy constant. Generally, when using a simulation box with hard walls, neither the total linear momentumi, nor the total torquei are constants of motion. However, due to the use of periodic boundary conditions in the system (for details see Section ),i a conserved quantity. By rescaling the velocities of the particles at the beginning of the simulation such thati û á i i Ø!!, one avoids artificial movements of the system. If, in the following, no energy is added to or removed from the system, e.g. by velocitydependent external forces, it follows and hence energy conservation. The system is simulated at the desired temperature& by rescaling the particle velocities at the  beginning of the simulation in a way such Œ that the classic partition theorem ~ Ù žy ÔŶ e qójêös ÔY êv (3.14) (3.15) Y YšY  V IQs & (3.16) 3 Unless otherwise stated, all time units are given in reduced LennardJones units ÚÇÑÛQÜÎÝ: Þ. For further details refer to the comments on Page 40 in Section 3.4.
44 i Ô çì i Ô Ô 30 Software design, algorithms and computer polymers t + t t + t /2 t x v a Figure 3.6: Illustration of the velocityverlet integration scheme. The initial conditions are given by positions forces time Ä. In Lennard Jones units (see bottom of Page 40 for more details), the force is identical with acceleration á. In the first step, the new velocities after a time ÄT³ âéäd?>are calculated. In the second step, the new positions ß after a full timestep Ä1³ãâäÄ are determined along with the new forces acting upon the particles at their new positions. In the closing third step the new velocities Óje=R!TSU!!W of the particles are calculated. is fulfilled. This integration scheme is rather stable at a timestep Ómein the range of!tsu!!wþæå. The disadvantage of this integration scheme lies in the rather slow dynamics due to the small timestep, and, even more critical, the fact that the energy conservation impedes the system from attaining its equilibrium state Integration scheme for a NVTensemble To simulate a canonical ensemble one has to couple the system to a heat bath. This can be done in several ways. A method was developed by Nosé, which couples the system to a heat bath by enlarging the degrees of freedom of phase space [151, 152] and a modified version was introduced in [220]. For the implementation in this work, a different couplingmethod was chosen which controls the energy fluctuations on a local scale by splitting the Ô êinto a slowly changing friction force Ôèç of Stoke s type and a fast fluctuating stochastic forcei m e . This leads to integrating a Langevin Differential Equation: éwé withëêi š ê  i ê  ÔÌ i,i ì e š ëêi š e i Ì ê i i and ê being the friction coefficient. This kind of integration schemes is generally called Stochastic Dynamics (SD) or Brownian Dynamics (BD) simulations 4.,i ì e v (3.17) 4 In [90] a distinction between SD and BD simulations is made in terms of the latter referring only to stochastic forces which are void of space and time correlations. Sometimes the term BD simulations is used in literature referring to the overdamped case only. In this work no distinction will be made and both terms are used interchangeably.
45 i i i É 3.3 Molecular Dynamics simulations 31 One considers a Gibbs Ensemble of many identically prepared systems which consist ofÿparticles each. For each one of these systems there is a Langevinforcei ìy ê, the properties of which follow ê from the fluctuationdissipation theorem tqs & È [59, 162]: È hi ìy!$wi Eq. (3.18) elucidates the connection between the energy dissipation of a system due to a frictional hi iìy êl!ts force with coefficient ê and the thermal fluctuations due to the influence of the surrounding. ìy êis as often positive as negative, such that the average vanishes: hši ìy êi ì evl hši ìy!$i The timecorrelation ofiì eevl.têq w&=dã eevd/y S ìy êis ad function: hi šy!$i There is no correlation ofi ìy êwith velocities at an earlier time: hœi ÔY!$i There also is no correlation ofi ìy êwith other external forcesi Ô ê: The above properties of the forces can be fulfilled by Gaussian distributed random numbers. In [85] it was shown that also equally distributed numbers can be used which is numerically more advantageous. Integrating Eq. (3.17) after introducing the stochastic forcesi ìy êrequires Y e qójê Y e ¼ Ójei i changing the integration algorithm according to the following equations: Óme Y Óje Yi šy e qójê i Óje Y Óme Yîíi šy e ê Óme&Y ê i šy ê ãê &Y e Óje gï &YÍ ÔYs i ìygs i ê with total force (3.21) Óme !TSU!s êá SU! The use of a stochastic term in the equations of motion explicitly destroys timereversibility and avoids ergodicity problems of microcanonical simulation schemes. It allows for a larger time step Ójeâ7!TSU!!WÞæå in the simulation as the coupling to a heat bath generally makes a simulation more stable. In this work, for all simulations a timestep of ~å and a friction coefficient of were used. On the other hand, with stochastic simulations, it is not possible to investigate properties depending on long range correlations such as hydrodynamic interactions. ì e l.! ì êl! foreíâã!. foreíâã!. ì êl We/S (3.18) &Y êv (3.19) Y v (3.20)
46 32 Software design, algorithms and computer polymers r excl 2 1 d 3 Figure 3.7: Illustration of the backwards excluded volume of the initial chain generation Setup of chains The initial configuration of chains in the simulation box is generated one particle at a time by means of a randomprocess. The first monomer is chosen at random in the simulation volume. The second one is chosen in the same manner with a step length ofx {C!TSçÛWè, the equilibrium distance of Eq. (3.22). The location of the third and all subsequent particles, however, are only accepted if z exclû SU!W ð, see Fig By way of this process, a random walk of monomers is created which corresponds to the static properties of polymers in a dense melt. The manner in which the chains are initially generated, leads to possible singularities in the potential at the beginning of a simulation run, due to overlapping monomers. Therefore, one has to perform a warmup procedure which gradually switches on the full excluded volume interaction. This is done in the following manner: First of all, the absolute minimum distance min between all particles is calculated. Then the system is integrated for time steps. However, instead of taking the actual, calculated distancefor the potential of Eq. (3.23), the distancev}a ñóœ ñ Óm Ì "!!! is used in each time stepñwith Óm m cut max min. By this shifting of distances during the warmup integration one gradually moves along the potential curve of Eq. (3.23) with more and more particles gradually being exposed to their actual potential, until, after SU!!!steps the full excluded volume is effective for all particles. This method has been tested extensively and works very well for all types of systems, e.g. linear or branched chains in a melt or in dilute solution. In Figures 3.8 to 3.11 the instantaneous minimum squared distance min of various systems during the warmup procedure and the first followingup 1000 MDsteps are displayed. At the beginning, min in all cases expect for the linear chain in dilute solution is very small and the particles are only exerted to a very small effective potential. After aboutt!!warmup integration steps the monomers start to feel the excluded volume forces which leads to a continuous increase of min until at "!!!MD steps all particles are exerted to the full excluded volume forces. This is reflected in the saturation of min after the warmup procedure. The value at which min saturates, will, of course, be dependent upon the density of the monomers in the considered system. Due to this, min after saturation is the lowest for the dense melt system in Fig. 3.11, and the largest for the linear chain in dilute solution.
47 3.3 Molecular Dynamics simulations warmup procedure 1.0 warmup procedure d 2 min 0.4 Frechet type Dendrimer, G = 2, N = 92 Frechet type Dendrimer, G = 5, N = 961 d 2 min 0.4 regular Dendrimer, G = 2, N = 63 regular Dendrimer, G = 5, N = MD integration steps MD integration steps Figure 3.8: Instantaneous squared minimum distance of all particles during the warmup procedure for Frechét dendrimers. After 1000 integration steps the full LJpotential acts upon all particles. Figure 3.9: Instantaneous squared minimum distance of all particles during the warmup procedure for regular dendrimers in dilute solution. After 1000 integration steps the full LJpotential acts upon all particles warmup procedure warmup procedure d 2 min 0.4 f = 3, N = 901 f = 12, N = 1201 d 2 min 0.4 single chain, N = 400 linear chains in a dense melt, N = MD integration steps Figure 3.10: Instantaneous squared minimum distance of all particles during the warmup procedure for star polymers in dilute solution. After 1000 integration steps the full LJpotential acts upon all particles MD integration steps Figure 3.11: Instantaneous squared minimum distance of all particles during the warmup procedure for linear chains in dilute solution and in a dense melt with òh bw ú øand 20 chains of length² H ÆbFb. After 1000 integration steps the full LJpotential acts upon all particles.
48 Ö, 34 Software design, algorithms and computer polymers a) b) c) Figure 3.12: Different approaches to the force calculation in a Molecular Dynamics simulation according to [161]. For clarity, the situation in two dimensions is shown. The colorcoded regions display the size of the area that is scanned for interacting atom pairs Optimizations The searchalgorithm for the forces In MD simulations, more thanûwèó of computation time is used up for the force calculations. Therefore all optimization efforts are usually devoted to the searchalgorithm that determines the interacting particlepairs. In [8] and [161], one finds a compilation of different strategies which are sketched in Fig a)loop approach. This is the bruteforce approach. The distances between all particle pairs in the central simulation box are calculated. It is the most costly method and only suitable for systems of up to a few hundred particles. b) Linkedcellmethod. The linkedcell algorithm owes its name to the way in which the particle data are arranged in computer memory, namely as linkedlist. The central box is divided into subcells which have a length of at least one interaction cutoffcut. Thus, the number of distance calculations is restricted to those particle pairs of neighboring cells only. For this method to function the size of the simulation box has to be at leastv cut. For simulations of dense melts with many particles, this requirement is usually met. By this method, the searchloop effort is reduced to, but with a prefactor that still can be very large, depending on the density of particlesand the interaction rangecut. c) Linkedcellmethod with neighborlists. In addition to the cell subdivision there is a neighbor list of potentially interacting atom pairs. Only the atom pairs within the inner circle of radiuscut actually interact with each other. However, the area between the outer circle of radiuscut Ã kin and the smaller one is also covered by the neighbor list for one of the atoms. Thus, this list contains not only actually interacting particles at some specific time, but it also contains all atoms that might enter the interaction range of the inner circle within the next few time steps. This greatly speeds up the simulation, because the list of potentially interacting particles will be valid for several time steps, in the order ofþ?þ, before it has to be rebuilt. The interval, at which listreconstruction has to be done, depends uponcut, the particle density and the skin radiusskin. Once a particle has moved a distance larger than andžthe update is due. The accumulated distance that each particle Õskin moved can be readily monitored during the distance calculation. Extensive tests of the implementation of this work withcut5 SçÞð!TSÞð, which were used throughout all simulations, showed that a radius ofskinr!tsçvþð the optimal choice, see Fig to!tsùüw!ð is
49 3.3 Molecular Dynamics simulations t rskin /t rskin= Figure 3.13: Optimization of the simulation time Ä vs. the skin radius t skin. The simulation time t is given in reference to a simulation with t skinhb r skin /σ The length 9Yof the subcells in each direction is given by ÇYÌmodulošYÌcut maxwith šybeing the box size in each direction andcut max being the largest cutoff of all potentials that are used. The subcells are numbered, beginning with the one in the lower left corner of the simulation box where the origin of the coordinate system is located. Each time when an update of the verlet list is due, the particles are periodically backfolded into the simulation box and then sorted into the different subcells according to their coordinates. Subsequently, only the distances of particles of neighbor cells are calculated, with each subcell having 26 neighbors in three dimensions. Due to Newton s third law only half of them have to be considered. Fig displays the division of the simulation box intoñ¼ysubcells in each directionÿand how these different subcells are scanned through. The search algorithm, as it was implemented in this work, first considers all particles of the cell itself and then scans through all remaining 13 neighbor cells Figure 3.14: Dividing the simulation box into subcells and scanning through them. All particles of the neighboring 14 subcells (including the cell itself) of cell number 5 are considered in this example. If one gets beyond the simulation box boundaries when scanning through cells with this algorithm, the particles of the corresponding periodic subboxes are considered instead.
50  ùø ú 36 Software design, algorithms and computer polymers Ghost particles In a MD simulation one can only investigate the properties of a relatively small number of particles compared to a real system. Therefore one introduces periodic boundary conditions for the volume in which the system is located. By way of performing this, the anisotropic forces that are felt by particles close to the surface are suppressed. Thus, surface effects are removed and the overall density of the system is kept constant. One only measures properties of bulk particles which are far away from the surface. m m m z y my y m m m x x x 1 st ghost layer 2 nd ghost layer 3 rd ghost layer Figure 3.15: Construction of the different ghost cell layers. The periodic boundary conditions are realized by performing distance calculations taking into account Ë the  minimum image convention according to which the real distance between any two particles is given by the shortest distance of any of their images. Once a particle has crossed the boundaries it is periodically backfolded into the simulation box. In the language C this can be conveniently done by the following lines of code: Éôöõ ùø ú ËÌ =û where şü  úëes kx EsŸ;ñe Es Ë ýôþõ6 ÿø úşüì =û!tsçþw Ë x!tsçþwsss Ìª=û õ6 ÿø returns the next positive integer. This periodic wraparound is done in the innermost loop of the force calculation and therefore is extremely expensive in terms of simulation time. Consequently, another method of gaining speed in a MD simulation is to remove any mentioning of periodic boundaries in the force calculations. This can be done by using the concept of ghost particles, see e.g. [161]. With this concept, there are two sets of coordinates. The backfolded periodic coordinates which are used to sort the particles into the subcells and the free coordinates which are not backfolded at all and which are the ones used for later calculations of observables. The idea with the ghost particles is the following: All particles that are in subcells which are on the surface of the simulation box are being duplicated right away into the extra ghost cells surrounding the whole box. These ghost particles are now used for distance calculations instead of the original
51 3.3 Molecular Dynamics simulations 37 coordinates. As a result, the periodic backfolding only has to be done for a relatively small number of surface particles in the outermost subcells, but not anymore for the many particles in the force calculations. v As a result of Newton s third axiom, one actually needs only half of the ghost cells surrounding C v vsysvñ v the original box. 7 v Figure ªC } v } vsysvñ v ª displays how the individual ghost layers in each direction are set up in the implementation of this work: An } vsysvñ v individual subcell } vsysvñ v can be identified ª} by three integers ( ª). First of all, all particles of subcells with ( vsysvñª) are duplicated into the appropriate ghost cells. The second ghost layer contains particles pertaining to ( vsysvñªv) including the ghost particles of the first layer. Finally, the third ghostlayer contains particles with ( ) including the ghost particles of layers 1 and 2. The number of adjacent neighbor cells now depends upon the location of the considered cell. In a cube there are 18 different cases and according to Newton s third law only half of them need to be considered. The subroutine that contains the search algorithm which examines adjacent cells makes provision for all 9 different cases. The number of adjacent cells for these different cases is fixed, see Fig. 3.16, and can be written in a static array. The location of the respective adjacent cells can be found by using exactly the same search algorithm as before (see Fig. 3.14), only considering the following simple but crucial restriction: All ghost cell pairs of the same ghost layer have to be left out Figure 3.16: Illustration of the searchalgorithm for ghost particles with a fixed number of neighbor cells depending upon the location of the considered cell. The lowest square depicts the possible cases of cell locations and displays the respective number of neighbor cells, always including the cell itself. For clarity, some of the cell locations are colored. Two layers of the simulation box are displayed along with the numbering of the subcells. The ghost cells are colorcoded. As an example, the locations of the adjacent subcells that are scanned by the searchalgorithm are displayed for three different subcells.
52 38 Software design, algorithms and computer polymers 200 τ = t/t ref 100 Figure 3.17: Scaling of CPUtime with the size² of the system when using ghost particles N/10 3 The implementation of ghost particles in this work lead to a considerable speedup of a factor of 2. On the fastest available workstation, a Compaq Professional WS XP 1000, the code performs approx. 380,000 particle updates per second for a system of 100,000 particles, arranged in a linear topology of!!chains of length 5Þ!!in a dense melt withn5!tsþð 0and ß!TSU!. This performance is fast enough to simulate systems of a size that is relevant for comparison with experiment. For branched systems the performance decreases with the number of branch points, because of the additional checking of cross links, but still is above 300,000 updates per second for a system of the same size with each chain having 10 branch points. Figure 3.17 displays the scaling of simulation time å with system size when using ghost particles. As a reference timeeref the time needed for the smallest system withq (åò r "!!!was used. The scaling is almost perfectly linear ) which indicates a very efficient implementation of the data structure. The additional advantage of using ghost cells lies in the fact, that the effort of setting up the cells and the effort of bookkeeping decreases with system size, as the number of cells in the outermost layers of the simulation box decrease. E.g., for a system with p ofrá "!!!particles, on averager è V)ó of all particles are ghosts, whereas this number has decreased to an average value?v)ó for a system with the same density, butû.!!v!!!. The very efficient concept of ghost particles is realized only in few existing simulation codes. These codes are often highly optimized for very specific hardware architectures, by e.g. using 64 bit masks for variables which can be advantageous on hardware platforms such as a Cray T3E, or by optimizing the data structures and memory handling for certain chain topologies, c.f. [158]. However, a high optimization makes a code very sensitive to small changes in the underlying data structure, so that often adoptability to new demands, e.g. a variety of chain topologies, can pose a problem here. Additionally, in practice, one usually runs code on a variety of different hardware platforms. Therefore, a compromise between high performance on the one hand and high flexibility in the coding on the other hand is needed. These requirements are met by the design and implementation of the simulation code for this work which was performed from scratch. A more detailed description of the developed software can be found in Appendix D.1 on Page 168.
53 Õ 3.4 Characterization of the simulation model Characterization of the simulation model When looking for a suitable model for the simulation of polymer chains one has to make up one s mind about how many microscopic details one wants to incorporate into it. To study the longtime dynamics of polymers in dilute solution, coarsegrained models are used because atomistic models of long polymer chains are intractable even numerically with presentday computer equipment. For many purposes it is sufficient to model just a few basic properties of polymer systems such as the connectivity of monomers, the noncrossability of different chains (topological constraints) and the flexibility of the monomer segments. The main advantage of this approach is that one has to deal with only few simulation parameters which in turn allows one to choose the model that is most convenient in terms of computational expenditure. Coarsegrained models are able to reproduce experimentally known parameters which appear in universal scaling laws. The fact that polymeric systems at various length and time scales show such common universal behavior makes this approach feasible. A common class of such models are the socalled beadspring models which are used in many variations see e.g. [27, 85, 88], where coarsegraining is achieved by replacing a subchain of a real polymer by a soft bead and a spring with a suitable force elongation law. Friction and mass of the subchains are lumped into the beads as depicted in Fig The excluded volume of the beads is modeled by a shifted LennardJones potential (cf. Fig on Page 40) and Eq. (3.23)). Figure 3.18: Sketch of the coarsegrained procedure leading to the beadspring model. ñ } jwò withñãâ For the intermolecular repulsion between beads there exists an empirical exponential decay law which is also suggested by quantum mechanical calculations. For numerical reasons one prefers a form of the potential of the following kind: ÿ "!. Very popular is the choice of?, because this is just the squared Van der Waals attractive power law and therefore again has numerical advantages. Numerically simplest is the 6 12 ðö Ê or Lennard Jones potential, which is also well known and widely used in Solid State Physics: S (3.22) Õ ÏWàÜ æ» ðö .Q & The latter term in Eq. (3.22) describes the Van der Waals attraction, and the former the repulsive part is often preferred to an exponential function due to its numerical advantages. The quantity determines the energy scale and ð the length scale accordingly.
54 Õ! otherwises 40 Software design, algorithms and computer polymers Figure 3.19: Beadspring model depicting the excluded volume interactions. Monomers along a single chain are connected with anharmonic springs and the excluded volume (red arrows) between monomer beads is modeled by a LennardJones potential. áq & ž ðž For simulation purposes one introduces dimensionless reduced or Lennard Jones units which have the advantage of being independent of any specific unit system and which also avoid numerical errors when processing very small numbers on computers. For further details, see e.g. Appendix B of Ref. [8] and the footnote on Page 9. In these units, and time is measured in units of å  Å [. For reasons of efficiency, a potential that is to be used in simulations should be shortranged in order to keep force calculations at a minimum. Therefore, instead of using the above original form of the Lennard Jones value ÅY  potential it is common to use a slightly modified version: The potential is cut off at its minimum ð and shifted to positive values such that it becomes purely repulsive and smoothly approaches zero. š ðö Ê ðv The expression for this WCA (WeeksChandlerAndersen) potential [211] reads "$#! ðö Ü%» Õ (3.23) & A In order to be able?wto simulate systems at varying solvent qualities one has to add smoothly an attractive term to the potential in Eq. (3.23). This is done by a potential of the following form: (' $'&)({ r«{ ØS û Ù ê ) ÅY xãxã +* (3.24) The parameters {, «and ê are obtained by demanding that the cosine part fits smoothly to the LennardJonesPotential at the minimum value ofåy, ð and that the combined potential is zero at the chosen cutoff +* ØL SçÞæð { { ÅY « »v. Demanding this, one yields the following set of equations: { r«\ (3.25) +* { $'&)({ Ø r« ÅY « ëêv ÃSç Þ r«(3.27) »v (3.26)
55 {   «ê å otherwisev 3.4 Characterization of the simulation model λ = 0.0 λ = 0.5 λ = 1.0 λ = 1.5 λ = 2.0 V LJcos (r)/ε r/σ Figure 3.20: Combined LennardJones and cosine potential of nonbonded particles at different depths. This range of ¾ is the one for which the simulation code was tested for stability. which finally yields:!tsþt tü$þv VÃS Fè V!$è twèv!tsçþãs (3.28) (3.29) (3.30)  W!mxãx ðvøv " # 6 (' É (' ð A xã +* NzJ! between particles. Iá!TSU!corresponds to the athermal case (ideal solvent), and values of!  The total form of the unbounded potential reads (see Fig. 3.20) (3.31) where is a newly introduced dimensionless parameter which determines the depth of the used potential. Instead of varying the solvent quality by changing temperature& directly, allowing for a phase transition of the system, the very same effect is achieved by varying the interaction correspond to decreasing solvent quality. Therefore, in all simulations, the temperature parameter& can be kept at a constant valueq & } SU!. and only the parameter is varied. Since chemical bonds have a fixed length, real polymers are rather inextensible. This can be modeled by a nonlinear spring law which keeps the stretching of the springs small even for large forces. Rather common in simulations is the phenomenological FENE (Finitely Extendable Nonlinear Elastic) potential which is
56 Ø ' Ø å otherwises 42 Software design, algorithms and computer polymers V(r)/ε r/σ V total V FENE V LJcos V total (r)/ε r/σ λ = 0.0 λ = 0.5 λ = 1.0 λ = 1.5 λ = 2.0 minimum Figure 3.21: Relative strength of different contributions to the total potential. ¾ was chosen as:f b. 1032~2ÇW  54 Figure 3.22: Total potential for various values of ¾. The minimum of the potential is not shifted for different choices of ¾ and is located at a distance t)/bw ý. 7 jxrv réì 6 ÿ[ [ The values for the parameters are chosen asrc SçÞæð and be useful in practice [85]. The total potential finally is given by the following equation (see Fig. 3.22): š> (3.32) 4}V!.Ìðwhich have proven to 032~2WS (' W¼ (3.33) The densityj Ì of the systems is chosen asœ!tsþæð 0throughout all simulations. This is the density of liquid polymer systems for which the potential parameters have been optimized. The code can be used for simulations of polymers in a melt, as well as for the simulation of single chain systems by switching off the interchain interaction. The latter allows for simulating large systems of isolated chains and, as a result, improves statistics considerably.
57 Chapter 4 Simulation results of linear chain systems Table of Contents 4.1 Simulation results:k transition Scaling analysis Structure functions Tricritical scaling Chain expansion Corrections to scaling: The hydrodynamic radius ) Polydispersity Shape analysis Simulation details:k transition Prior to the study of more complicated systems it is necessary to analyze the used model via the simulation data of single linear chain systems. This analysis gives a complete set of reference data for the chosen model with which the data of branched systems can be compared. It also includes a new result for the scaling property of the hydrodynamic radiusjof linear model chains which was possible because of the high statistical quality of the obtained data. This is the first study that systematically investigates the properties of the previously described chain model. It will be shown that this model is suitable for the description of polymers on a coarsegrained level as it not only reproduces wellestablished theoretical results for certain limiting cases but also can be used to simulate model polymers under solvent conditions that are close to experimental systems. 4.1 Simulation results: 9 transition In this section, the influence of temperature, respectively solvent quality on dilute solution properties of flexible linear chains will be studied over a wide temperature interval ranging from the athermal limit to far below the temperature. In this analysis it was gone beyond most previous investigators who mostly concentrated on simulations of rather short chains in the vicinity of the point. In this study, the whole temperature range from an ideally good solvent to a very bad solvent is covered with chain lengths of up to L!!!. Simulations of chain lengths of LÞ!!!were also done for the athermal case and at the point. The collapse transition of chains was subject of much theoretical work [61, 63 65, 72]. The type of transition in the limit of infinite chain length was discussed in [60, 126, 145, 175]. It was pointed
58 44 Simulation results of linear chain systems out by de Gennes [53] that the point is a tricritical point and that mean field theory can be applied, except for logarithmic corrections. Some early studies were done in [16] and [114]. An overview of early studies is given in [218]. Numerous simulations have been performed, mainly focusing on the use of various MCmethods both, on lattices [44, 138, 156, 186, 217, 230] and in the continuum [82, 83, 141, 174]. as nò kò In experiments, it is difficult to obtain complete and conclusive results of Ì in the study of the collapse transition of chains, because one is restricted to solutions of extremely dilute polymer concentrations [48]. F : At the temperature the chains behave with} .!TSçÞbesides logarithmic corrections in ÝpV. Therefore, one expects that a plot Fvs.& ratio Ì for different values of ratio Ì at&  shows a common intersection point &æ} where the curvature changes: for &žzj&q} the larger, the larger the Fhas to be, while for&cxü& } the larger, the smaller the Fhas to be. In our case, instead of varying temperature, different solvent qualities were obtained by tuning the interaction parameter. The corresponding transition curves are displayed in Fig. 4.2 and 4.1 which show a clear intersection point at roughly º } RJ!TSçtÞ. Moreover it can be seen that the transition becomes sharper with increasing chain length in agreement with other investigators [141, 208]. The shape of the curves is in agreement to those obtained by numerical studies and experiments [191, 217] <R g 2 >/(N 1) 2ν <R g 2 >/(N 1) 2ν λ N = 50 N = 100 N = 200 N = 400 N = 800 N = 1000 N = ÂD8(² ±IÀ Figure 4.1: Plot of vs. interaction parameter ¾ for linear chains. The points represent the simulated data and the dotted lines are guides to the eye.öðh ömhb$ ø. The inset shows an enlargement of the region around thekpoint which is located at ¾{HNbW þ ø. The different curves do not intersect exactly at one single point, but there is an extended region in which the chains behave in a Gaussian manner. The size of this region isò ( [56]. There is a very slight drift of the intersection point towards a smaller value of with increasing chain length. Therefore, to obtain a more precise estimate of the temperature in the limit of äqå), one has λ
59 À 4.1 Simulation results:k transition <R e 2 >/(N 1) 2ν N = 50 N = 100 N = 200 N = 400 N = 800 N = 1000 N = À ÂDW8ƒ²à< Figure 4.2: Plot of simulated data and the dotted lines are guides to the eye.öðh ömhb$ ø. vs. interaction parameter ¾ for linear chains. The points represent the The inset shows an enlargement of the region around thekpoint which is located at ¾{HNbW þ ø. λ 0.75 λ <R g 2>/(N 1) = 0.23 <R g 2>/(N 1) = 0.24 <R g 2>/(N 1) = 0.25 <R g 2>/(N 1) = 0.26 <R g 2>/(N 1) = 0.27 <R g 2>/(N 1) = 0.28 <R g 2>/(N 1) = 0.29 <R g 2>/(N 1) = 0.30 <R g 2>/(N 1) = 0.31 <R g 2>/(N 1) = 0.32 <R g 2>/(N 1) = 0.33 <R g 2>/(N 1) = Figure 4.3: Plot of ¾ gyration of linear chains. N 1/2 for different values of the scaling function. Data are based on the radius of
60 À 46 Simulation results of linear chain systems 0.75 λ <R e 2>/(N 1) = 1.3 <R e 2>/(N 1) = 1.4 <R e 2>/(N 1) = 1.5 <R e 2 >/(N 1) = 1.6 <R e 2 >/(N 1) = 1.7 <R e 2>/(N 1) = 1.8 <R e 2 >/(N 1) = 1.9 <R e 2>/(N 1) = 2.0 <R e 2>/(N 1) = 2.1 <R e 2>/(N 1) = 2.2 <R e 2>/(N 1) = 2.3 <R e 2>/(N 1) = Figure 4.4: Plot of ¾ N 1/2 for different values of the scaling function. Data are based on the endtoend distance of linear chains. to chose a different graph that allows ( an appropriate extrapolation. If one draws straight horizontal lines in Fig. 4.1 and 4.2, the intersection points of these lines with the curves are points at which the scaling function ã 9of Eq. (2.36) is constant. Plotting different intersection points over ä Ž should therefore yield different straight lines that intersect each other exactly at& ü&þ} and 6} respectively. This extrapolation to å) is displayed in Fig. 4.3 and 4.4. The different lines do not intersect at ü!which is due to the finiteness of the chains. As a result of these plots one yields } .!TSçtÞDC!TSU!W ÃS (4.1) In principle, the hydrodynamic radius{should follow the same scaling laws asðnand)k. It turns out however, thatis not suited for a similar analysis of the point, because of huge corrections to scaling. A detailed discussion and analysis of these finite size effects is included in Section
61 l E E E ~ E E E E 4.2 Scaling analysis Scaling analysis This section provides an analysis of the scaling properties of the investigated systems Structure functions An important property of individual chains is the structure factor ³Ç\Quwhich is defined in its spherical average as [59] ³Ç\Qu Œ Gv HG ÿïe (4.2) FE E žï with subscript i Q denoting the average over alli Qvectors of the same magnitudeq. The importance of ³Ç\Qulies in the fact that it is directly measurable in scattering experiments. For ideal linear chains the function ³Ç\Qucan be explicitly calculated ³ÇË and is given by the monotonously decreasing Debye function [223] where the quantityëis given byë  Q nr. For small values ofë, corresponding to large distances between scattering units, the Debye function ³ÇËalso gives a good description of a linear chain in a good solvent with the scaling variableëdescribing the expansion of the chain. For very small scattering vectorsqone obtains the Guinier approximation by an expansion of ³Ç\Qu, which is used in experiments to calculate the radius of gyration ˆn. In the intermediate regime of scattering vectors, ³Ç\Quobeys a scaling law which, in a doublelogarithmic plot, should yield a slope of ³Ç\Qu Ì. For largeqvalues finally, ³Ç\Quis ÌV Q n'n expected to behave \»ÍÌ no Qv as Ì. The overall expected behavior of can be summarized as follows ³\QuÃ Very good agreement with Eq. (4.4) is displayed in Fig. 4.5 for for all investigated chain lengths at infinite temperature (athermal case). For large and intermediateqvalues, the curves are independent of and fall onto one single curve. ³\Qu " #! Yy YÏ ž Ï ËlËí q nv (4.3) Q Ì \»ÍÌXƒ QS \»ÍÌX( v \»ÍÌ n Q (4.4) For chains under conditions, ³\Quprovides a direct insight into the length scale on which the excluded volume interaction is screened. Figure 4.6 displays the static structure functions of all investigated linear chain lengths at the point and elucidates that the chains do not display a perfect Gaussian behavior. The shape of the curves corresponds to the one expected by theory. The solid lines represent the Debye approximation for different chain lengths whereas the data points represent ³Ç\Quobtained from simulations.
62 48 Simulation results of linear chain systems S(k)*N N = 50 N = 100 N = 200 N = 400 N = 800 N = 1000 N = 2000 N = slope s = 0.59 I k/σ 1 Figure 4.5: Loglog plot of the structure function for athermal linear chains of different lengths². The expected scaling behavior with a slope LM/ž<6 D?øis verified. For intermediate and large J values, the different curves fall onto one single curve in accordance with Eq. (4.4). S(k)*N N = 50 N = 100 N = 200 N = 400 N = 800 N = 1000 N = 2000 N = 5000 S(x=k 2 <R g 2 > 0, N=50 ) S(x=k 2 <R g 2> 0, N=100 ) S(x=k 2 <R g 2 > 0, N=200 ) S(x=k 2 <R g 2> 0, N=400 ) S(x=k 2 <R g 2 > 0, N=800 ) S(x=k 2 <R g 2 > 0, N=1000 ) S(x=k 2 <R g 2> 0, N=2000 ) S(x=k 2 <R g 2 > 0, N=5000 ) I Figure 4.6: Structure function at k/σ 1 thek point for chains of different lengths² and ¾ŽHJbW þ øin a doublelogarithmic data representation. The data points represent the simulated data and the solid lines display the Debye function for different lengths, with ±IÀIÂO taken from the simulations.
63 4.2 Scaling analysis ofq_rj!ts 49 at»ìxê R7è For smallq values the lines correspond very well to the data points, up to a value ofqnr5!tsçv, except for the largest systems which already exhibit deviations at a value. In general, the Debye function tends to systematically overestimate the radius of gyration. toû} For largeqvalues, ³\Qudisplays the local structure of the chain with a first peak which corresponds to the average nearest neighbor distance R!TSçÛWèof particles in the chain. The deviations from the Debyecurves increase with increasing chain length. This might be due to a worse statistics of the largest simulated systems compared to the smaller systems with chain lengths of up "!!!. In the previous section it was shown that the point is shifted slightly to a lower value  of Ì  for increasing chain lengths. Therefore, the chosen data points with ü!tsçtþmight correspond to a nvalue that is already below the actual point. For very large chains a small increase in leads to a considerably different anvalue. This might account for the fact that the data points in the intermediateqrange of Fig. 4.6 do not perfectly lie on top of each other, decreasing with a slope. In the vicinity of theregion, the scaling exponent equals û_}_!tsçþ. ThereforeQ³Ç\Qu, plotted against wave vectorqshould approach a constant value. Figures 4.7 to 4.13 display this behavior for the different investigated chain lengths with a high resolution in terms of. The respective dotted horizontal lines are a guide to the eye. For the longer chains there is a small shift of the point towards a slightly smaller value of in accordance with the results of the previous chapter. This shift however is small and still within the error of Eq. (4.1). The larger the chains the smaller is the  range at which the chains display Gaussian behavior. As a result, these Kratky plots are in very good agreement with the obtained result for the point in the previous Section λ = 0.00 λ = 0.20 λ = 0.40 λ = 0.64 λ = 0.65 λ = 0.66 λ = 0.68 λ = 0.70 λ = 0.80 λ = 0.90 λ = λ = 0.00 λ = 0.20 λ = 0.40 λ = 0.64 λ = 0.65 λ = 0.66 λ = 0.68 λ = 0.70 λ = 0.80 λ = 0.90 λ = 1.00 k 2 * S(k) 10 1 k 2 * S(k) k/σ 1 k/σ 1 Figure 4.7: Kratky plot of I linear chains for different values of the interaction parameter ¾. ²}H ø?b. ² Figure 4.8: Kratky plot of I linear chains for different values of the interaction parameter ¾. H :/bfb. For large values of the chains are collapsed and form compact globules the local structure of which is also reflected in the structure function by several distinct peaks for largerqvalues. These peaks become the more pronounced the longer the chains are, reflecting the fact that the transition curves become ever sharper with increasing chain length. Hence, longer chains are already in the collapsed regime for values of at which the smaller chains still exhibit Gaussian behavior. The structure function of the largest system in Fig for  SU!already resembles very much the
64 ² 50 Simulation results of linear chain systems k 2 * S(k) 10 2 λ = 0.00 λ = 0.20 λ = 0.40 λ = 0.64 λ = 0.65 λ = 0.66 λ = 0.68 λ = 0.70 λ = 0.80 λ = 0.90 λ = 1.00 k 2 * S(k) 10 2 λ = 0.00 λ = 0.20 λ = 0.62 λ = 0.64 λ = 0.65 λ = 0.66 λ = 0.68 λ = 0.70 λ = 0.80 λ = 0.90 λ = k/σ 1 Figure 4.9: Kratky plot of I linear chains for different values of the interaction parameter ¾. ²}H >?b b k/σ 1 Figure 4.10: Kratky plot of I linear chains for different values of the interaction parameter ¾. H ÆbFb k 2 * S(k) 10 2 λ = 0.00 λ = 0.20 λ = 0.40 λ = 0.60 λ = 0.64 λ = 0.65 λ = 0.66 λ = 0.68 λ = 0.80 λ = 1.00 k 2 * S(k) 10 2 λ = 0.00 λ = 0.20 λ = 0.40 λ = 0.64 λ = 0.65 λ = 0.66 λ = 0.70 λ = 0.80 λ = k/σ k/σ 1 Figure 4.11: Kratky plot of I linear chains for different values of the interaction parameter ¾. ²}HNúFb b. ² Figure 4.12: Kratky plot of I linear chains for different values of the interaction parameter ¾. H :/bfb b.
65 4.2 Scaling analysis k 2 * S(k) 10 3 λ = 0.00 λ = 0.40 λ = 0.60 λ = 0.64 λ = 0.65 λ = 0.66 λ = 0.68 λ = 0.80 λ = k/σ 1 Figure 4.13: Kratky plot of I linear chains for different values of the interaction parameter ¾. ²}H >?b bfb. 1 1 ~q 5/3 ~q 2.0 S(q) 0.1 N = 200 N = 400 N = 800 N = 1000 N = 2000 N = 5000 S(q) 0.1 N = 50 N = 100 N = 400 N = 800 N = 1000 N = 2000 a) 1 10 q = k * N ν b) q = k * N ν 1 1 ~q 2.0 ~q 2.0 S(q) 0.1 N = 50 N = 100 N = 400 N = 800 N = 2000 N = 5000 c) d) q = k * N ν PœHQJ²; Figure 4.14: Scaling plot of I scaling variable chain lengths². a) ¾jH bw bandöh bw þfb. b) ¾jH bw þ øandöh ömhnb$ ø. ¾Hb$ þ þandöhömhb$ ø. S(q) 0.1 N = 50 N = 100 N = 400 N = 800 N = 1000 N = q = k * N ν. The scaling is verified for 6 different c) ¾jH bw þ Æ andöh ömh b$ ø. d)
66 Ø Ø RË 52 Simulation results of linear chain systems scattering pattern of a sphere. When varying the size of a chain at fixed temperature, in our case for a fixed value of, one expects ³Ç\Quto be a function of the scaling variable Ÿã QT only, see e.g. [17]. Figure 4.14 displays plots of this type for the athermal case and in the vicinity of the point. The expected scaling of ³Ç\Quis verified for several chain lengths. In the latter three figures it can be seen that a value of _J!TSçtÞis closer to the asymptotic point for ä å than the other two values of for which deviations from the expected scaling are detected for the largest chains. These deviations are due to the fact that the crossover of long chains from an expanded coil to a collapsed globule is very sharp compared to the ones of short chains (cf. Fig. 4.1 and 4.2) Tricritical scaling We next consider the tricritical scaling x of kand nas a function of the normalized temperature distance from thepoint which in our case in terms of is defined as: % }?Ì 6}F" ØS (4.5) According to the crossover scaling description of polymer chains by de Gennes [54, 55] and Daoud and Jannink [51], )kbehaves as )k ò USRíx Uv (4.6) where «is a crossover exponent with subscriptedenoting the tricriticality of the exponents. The scaling function R'Ëexhibits the ËÄ 7 1 :Æ for& à&~}v following asymptotic behavior: for&lx &~}S (4.7) It should be noted that Eq. (4.6) and (4.7) also hold for the radius of gyrationn. ËÄ 1 :Æ "$#! for& z &~}v constant Figure 4.15 displays the data of )kaccording to Eq. (4.7). The crossover exponent was chosen as «Ø!TSçÞwhich is the well established value of de Genne s Blob scaling picture, c.f. Subsection on ÖR Page 16. The expected ÖR Ì& (xä ( ä scaling laws are drawn as straight lines and it can clearly be noted that the overall scaling is fairly good in the regime Iz> ~}. For the case x+ } there are deviations from the expected asymptotic scaling behavior. This result can be accounted withëjx for by the fact that the above equations hold only exactly in the limit!) and å) U finite. In the case of 6} the relation is valid. However, in our simulations, the maximum value of x is one and the chain length is a finite number. Therefore, the term x is not small anymore and this leads to the observed deviation from the expected scaling. In MC simulations on a lattice with a different model [114] and [138] this problem is dealt with by replacing «by «of Ì eff. In these studies however, only the good solvent case and only the scaling of nwas investigated. In general, the scaling is in good agreement with theory for the case Žz è} F :. As for the collapsed state, there is a larger slope than the expected asymptotic scaling lawë 0at intermediate xvalues which was also observed in [29] and [201].
67 4.2 Scaling analysis >/(N 1) 2ν <R e λ>λ θ λ<λ θ N = 50 N = 100 N = 200 N = 400 N = 800 N = 1000 N = ÂD8ƒ²C< À Figure 4.15: Loglog plot of :ED?ö?MšH> b. The x = Nτ α ~x /3 ~x vs. the scaling variable ß H HC:"DYX Z=H ²ªuVU with W data points represent the simulated data and the straight lines display the expected asymptotic behavior of the scaling function.
68 as 54 Simulation results of linear chain systems Summary A detailed analysis the simulation model has been performed. It has been shown that the chosen simulation model is capable of simulating a phase transition of polymer modelchains from the good solvent regime to the collapsed regime. Thepoint, as a characteristic quantity of this transition has been determined for the used model with very large chain lengths of up to žþ!!!which is well beyond the range of of most previous investigations ofpoints for various chain models in literature. The collapse transition of chains approaches a stepfunction with increasing chain length is expected from theory. The capability of the exploited model to include a variety of solvent conditions is also important in light of the fact that most experiments are done in a variety of solvent qualities. The measurements of the structure functions of this model for linear chains which lead to a value of 6} which is in excellent agreement with the value obtained fromnandkmeasurements. In contrast to many other investigators, in this analysis, also the bad solvent case (collapsed state) of the model chains is included which is reflected in the changing scattering pattern of ³Ç\Qufor decreasing solvent quality. A scaling analysis of the obtained simulation data has been performed. It was first shown that the structure function obeys the scaling laws expected from theory. By making use of an appropriate scaling variable one can make all curves of different collapse onto one single master curve, exhibiting the correct scaling exponent as suggested by theory. The scaling gave the best result for the systems that correspond to asolvent which is yet another confirmation of the correct determination of the conditions of this polymer model. It was then shown that also the results fornandkobey respective crossover scaling laws ( according to a theory by Daoud and Jannink. This was also done for the simulated chains in bad ä solvent conditions. As a result one can conclude that the considered chain lengths in our study are obviously large enough for the systems to exhibit scaling law properties which are strictly only valid in the limit of å). Therefore these considered chain lengths are suitable for comparisons with experimental systems.
69 4.2 Scaling analysis Chain expansion We next study the chain length dependence of the coil size at several fixed temperatures, respectively solvent qualities in order to determine the different scaling exponents directly from the simulation data. It has been observed that even in the best experimental good solvent systems the excluded volume effect is often surprisingly small [95]. An example for this apparent weakness of excluded volume effects even in the best of good experimental solvents is given in Fig The experimentally determined scaling exponent ofnfor Density Polyethylene (LDPE) in a good solvent (trichlorobenzene (TCB)) [194] is displayed along with the respective exponents obtained from the simulation data. Compared with the used simulation model this exponent corresponds to a value of that is closer to conditions than to the athermal limit. This has to be taken into account when trying to compare experimentally determined static properties with the chosen simulation model. <R g 2> λ = 0.00 λ = 0.20 λ = 0.40 λ = 0.60 λ = 0.62 λ = 0.64 λ = 0.65 λ = 0.66 λ = 0.68 λ = 0.70 λ = 0.80 λ = 0.90 λ = ν = N Figure 4.16: Loglog plot of ±À Â vs.² at different solvent qualities as displayed. Straight lines indicate effective exponents> exponent obtained for LDPE in trichlorobenzene [194] (dashed line) which is a good solvent is shown in comparison with the simulated systems. In the extremely collapsed regime with values of ¾\[ b$ ùýthe chains exhibit a slightly larger slope than> öðhn>d"6, c.f. Figure Figure 4.17 shows the scaling exponents of the modelchains based on simulation data of the endtoend distance. Figure 4.18 shows the obtained effective exponentseff% foranand)k. One can see a smooth variation of the exponent with solvent quality, as one expects, sinceeff% Ohas been determined from a fit of all chain lengths including the short ones. The sensitivity of our model with respect to solvent quality  expressed by the effective exponentseff  is the largest in the vicinity of thepoint. Here, a small change of leads to very different effective scaling exponents. On the other hand, there is an extended region of in the good and bad solvent regime where large changes of lead to almost the same effective exponents. A stepfunctionlike variation ofeff% Ois expected only in the true asymptotic limit of infinite chain lengths for which the transition becomes a true phase transition. Hence, the data provided in Figure 4.18 allow for a direct comparison of any experimentally determined effective exponentseff with the respective parameter that determines the solvent quality of
70 56 Simulation results of linear chain systems <R e 2> λ = 0.00 λ = 0.20 λ = 0.40 λ = 0.60 λ = 0.62 λ = 0.64 λ = 0.65 λ = 0.66 λ = 0.68 λ = 0.70 λ = 0.80 λ = 0.90 λ = N Figure 4.17: Loglog plot of ÀIÂ vs.² at different solvent qualities as displayed. Straight lines indicate effective the generated chains in our simulation model. A comparison of our model with LDPE in TCB, which is a good solvent, is displayed in Figure 4.18 by straight lines. For this system one yields R!TSçÞ!WÞ. In [125] it has been reported thateff% «!TSU!$is yieldseffá!tsçt!s overestimated in simulations of smaller chains and decreases towards the expected valueeff.!tsçþèè(cf. Table 2.1 on page 11) as the chain length increases. To obtain the scaling exponentin the long chain limit with such high precision chain lengths larger than ÜsSU!!!have to be considered [24]. If one only takes the first four lengths  Þ!vSySvÜW!!of our simulation data into account one instead ofeffl!tsçþûv.the deviation of the latter value from the expectedeffl!tsçþèèis less thanãó. Hence, our simulation results yield a reasonable approximation for the lengthsize relationship in the athermal case. For the point the deviations ofeff from the expected value Ì are less thanãó. The explicit numerical values of the obtainedeff% are listed in Table A.18 in Appendix A on page 149. ù} Figure 4.19 shows the meansquare radius of gyration as a function of chain length  at!tsçtþ. These values were obtained with particular high accuracy as they are used for the calculation of size expansion factors {wof the chains. Figures 4.20 and 4.21 display the rescaled chain length dependence of kand nrespectively, for various simulated solvent qualities. The deviations of the exponents obtained fornand kare obviously very small. However, of knì the data for ngenerally can be computed more accurately than the ones for k. In the vicinity the point the chains exhibit the expected scaling independent of chain size with an effective exponenteffá!tsçþ. This behavior provides yet another determination of the condition which is in accordance with the results of the previous sections. For very long chains the slopes Fof different curves approach the same slope independent of which allows one to find a master curve representation of these static properties by rescaling all distances. These master curve plots are shown in Figures 4.22 and 4.23 using the same shift factorso for rescaling the chain length. The superposition was obtained as follows: The data points of the system with !TSçt!was used as a reference system and the data points of the other systems were shifted in a way such that they visually showed the best superposition with the
71 4.2 Scaling analysis 57 2ν eff ν eff (<R g 2 >) ν eff (<R e 2 >) λ = θ λ Figure 4.18: Dependence of the effective linear chains on the simulation parameter ¾. Dotted and dashed lines are a guide to the eye, connecting the data points and straight dashed lines indicate >Föeff8!¾ãH yields another estimate of thek point in close correspondence of the previous sections. The straight lines indicate the exponent of an experimental system [194] and the corresponding ¾  value of our simulation model. reference curve. Fig displays the expansion factor {, according to Eq. (2.31), as a function of chain length. This quantity shows the same convergence behavior for long chain lengths in the good solvent regime. The corresponding master curve for {, again using the same shift factors for, is displayed in Fig Fat + 6} off nkì The scaling ofnandkcan be used to obtain the *Èvalue the simulated modelchains in the following way: From Figures 4.30 and 4.31 one can read in units of average squared bond lengthx. Using Eq. (2.20) one obtains as a result nì Fš+*È Xƒ !TSç Wè ðv (4.8) which is consistent with the value obtained from the extrapolation in Fig The average squared bond lengthx( of the simulated chains has been measured for different solvent qualities and the average over all chain lengths is displayed in Fig From this plot one obtains at the point a Fin units ofx( is value ofx( !TSçÛÜ$ Þ. Thus, according to Eq. (2.1) the value forkì tð?nì F L Sçtt ðv (4.9) which is in exact agreement with the one obtained from the scaling plot in Fig directly. is Thus, according to Eq. (2.20) the characteristic ratio of the modelchains in the long chain limit
72 58 Simulation results of linear chain systems λ = <R g 2> Figure 4.19: Plot of ±ÀIÂ N vs.² underk conditions (¾{HbW þ ø). The straight line is drawn with unit slope <R e 2>/(N 1) λ = 0.00 λ = 0.20 λ = 0.40 λ = 0.60 λ = 0.62 λ = 0.64 λ = 0.65 λ = 0.66 λ = 0.68 λ = 0.70 λ = 0.80 λ = N <R g 2 >/(N 1) λ = 0.00 λ = 0.20 λ = 0.40 λ = 0.60 λ = 0.62 λ = 0.64 λ = 0.65 λ = 0.66 λ = 0.68 λ = 0.70 λ = 0.80 λ = N Figure 4.20: Scaled endtoend distance plotted vs. í ;À length². At thek point one expects be constant. Figure 4.21: Scaled radius of gyration plotted ±À vs. chain length². At thek point one expects be constant.
73 4.2 Scaling analysis 59 good solvent good solvent <R e 2>/(N 1) λ = 0.00 λ = 0.20 λ = 0.40 λ = 0.60 λ = 0.62 <R g 2>/(N 1) λ = 0.00 λ = 0.20 λ = 0.40 λ = 0.60 λ = N/N * N/N * Figure 4.22: Master curve for the endtoend distance in the good solvent regime. Figure 4.23: Master curve for the radius of gyration in the good solvent regime. bad solvent bad solvent λ = 0.68 λ = 0.70 λ = 0.80 λ = λ = 0.68 λ = 0.70 λ = 0.80 λ = 1.00 <R e 2 >/(N 1) 1.0 <R g 2 >/(N 1) N/N * N/N * Figure 4.24: Master curve for the endtoend distance in the bad solvent regime. Figure 4.25: Master curve for the radius of gyration in the bad solvent regime.
74 À À W 60 Simulation results of linear chain systems size expansion α λ = 0.00 λ = 0.20 λ = 0.40 λ = 0.60 λ = 0.64 λ = 0.66 λ = 0.68 λ = 0.70 λ = 0.80 λ = Figure 4.26: Size expansion factor W of chain length for various values of ¾. N as a function hydrodynamic expansion factor α h λ = 0.00 λ = 0.20 λ = 0.40 λ = 0.60 λ = 0.62 λ = 0.64 λ = 0.66 λ = 0.68 λ = 0.70 λ = 0.80 λ = Figure 4.27: Hydrodynamic size expansion factor 8 À as a function of chain length for various values of ¾. N size expansion α λ = 0.00 λ = 0.20 λ = 0.40 λ = 0.60 hydrodynamic expansion factor α h λ = 0.00 λ = 0.20 λ = 0.40 λ = N/N * Figure 4.28: Master curve for the size expansion factor W in the good solvent regime N/N * Figure 4.29: Master curve for the hydrodynamic size expansion factor W 8 À in the good solvent regime.
75 ðs 4.2 Scaling analysis 61 *È ðìxƒ á SØèè!v .ti?!tsç Wè (4.10) XK>*È X( šá SØèÃ and according to Eq. (2.17) one obtains for the corresponding Kuhn length (4.11) The corresponding Kuhn stepsk per chain are hence given by K.Ì*È !TSçÞtÞw«S (4.12) <R g 2>/(N 1) N = 50 N = 100 N = 200 N = 400 N = 800 N = 1000 N = 2000 <R e 2>/(N 1) N = 50 N = 100 N = 200 N = 400 N = 800 N = 1000 N = (λ λ θ )/λ θ N 1/ (λ λ θ )/λ θ N 1/2 Figure 4.31: Scaling plot of simulation data of. Figure 4.30: Scaling plot of simulation data of ± average squared bondlenth l b simulation data non linear fit Figure 4.32: Average bondlengthz[à of the simulated systems vs. interaction parameter ¾ averaged over all simulated chain lengths for each value of ¾. The dashed curve is a nonlinear fit of the simulated data and the straight long dashed lines are a guide to the eye. For ¾9Mone obtainszƒ[àhnbw Æ >Fø potential depth λ
76 62 Simulation results of linear chain systems Summary By direct comparison with an experimental system it was shown that the experimentally obtained good solvent regimes are far from being close to the ideal athermal case in the exploited simulation model. The static scaling properties of the simulation data were then used to show that it is possible to combine all data points of the good solvent regime into a master curve by appropriately rescaling the lengths. The superposition of data points is generally very good. The assignment of welldefined shift factors for the data in the vicinity of thepoint is very difficult as they depart only slightly from a horizontal slope. For the data points in the collapsed regime, shift factors can be found as well which cause the data to collapse in a master curve representation. However, in experiments, these solutions are handled with great difficulty. The reduction of the extension of the chain requires that the quality of the solvent must be so poor that suppression of aggregation due to intermolecular attractions, and maintenance of stable solutions with measurable concentrations of the homopolymer, becomes a formidable challenge. Consequently, virtually no data of such systems can be found in literature. For the case of a good solvent many experimental data are scattered throughout literature, however, very often results are reported without providing the explicit numerical data so that an appropriate analysis is hardly possible. ForÐnthe experimental data can be plotted in the same manner as in the master curve representations of Figure In [95] this representation was done in essence for numerous data collected from different sources for the expansion factor {ofnand showed that also for experimental systems in good solvents such a master curve representation of data is possible.
77 î ]m 4.2 Scaling analysis Corrections to scaling: The hydrodynamic radius In the interpretation of dynamic light ^rscattering Qs w& experiments the hydrodynamic radiusœof a polymer is determined via the StokesEinstein Equation: )wï t»~ (4.13) where is the viscosity of the solvent and ^ris the translational diffusion coefficient at zero concentration. It is this diffusion coefficient that is actually measured in a dynamic experiment, e.g. by observing the relaxation time of the dynamic scattering function ³Ÿvêfor small momentum transfers Ÿn. The quantitymay be interpreted as an equivalent radius, when the polymer is visualized as a rigid sphere with stick boundary conditions, obeying Stoke s law. According to [56],should follow the same scaling law askorn, i. e. ofœ with R!TSçÞÛin a good solvent and!tsçþin asolvent. However, it has long been observed that the experimentally determined effective exponent in good solvent isk "R!TSçÞÞ_C_!TSU!W [1, 2, 203]. In order to account for the nonasymptotic exponent k " in the experimental molecular range, a theory was introduced by Weill and des Cloizeaux [215] that is based on the blob model, in which the short segments (blobs) exhibit ideal scaling, Rp "!f and only segments larger than some critical size are swollen. Thus, the observed exponent for a finite length chain will be somewhere between ideal\ !TSçÞWand swollen\!tsçþ. The main point is that the exponent characterizingdoes not reach its asymptotic R} value, as predicted by theory, within the range of experimental values of molecular weight ` "!5a [21, 148]. The reason for this slow convergence of the exponent lies in the fact that the definition of =, see Eq. (2.10) gives a very large weight on short distances which, however, have large corrections to scaling. In [117] it was estimated that molecular weights of at least of the order of ` "! would be necessary to reach the asymptotic regime for. In [13] it was shown in simulations of SAW on a fcclattice that the data fitted the relation  whereãº!tsçþûwas used and the exponent Ó Ì was found empirically. However, in this analysis only very short chainsºràüw!!$were simulated. A simple argument was proposed in [66] which yields an exponent of Ó }\Ffor the leading correction to scaling instead of Ó  Ì. This exponent could be verified by the exponentc!tsçþ simulation data of very long chains in this work and is shown in Fig using the asymptotic. The correlation coefficient for a linear fit is%i!tsçûûûü$þ. For comparison, in Fig the very same data are plotted versus an exponent of Ì as suggested in [13] and show a much worse scaling, in particular for the longest investigated chain lengths. A linear data fit in this case yields a correlation coefficient of%i!tsçûûwè t. Hence, the simulation results obtained in [13] with rather short chains give rise to an incorrect exponent Ó. )ò kò nò (4.14) ) 1 à Žjcb (4.15)
78 e e e e e 64 Simulation results of linear chain systems > 1 * N ν <R h N (ν 1) Figure 4.33: Scaling plot of the corrections to scaling of the hydrodynamic radius 8 with an exponent âchž8 ö< ùø?ú ú.the solid line is a linear fit of the simulation data according to the equation 8ƒb$ ÆbFþ`ŽbW bfb 6$:6Fú `ŽbW bfbfbøand a correlation coefficient2 HNbW d d Æø. e} n Ì ) (4.16) A derivation of the exponent Ó }\Fcan be found in Appendix E. In Fig the dimensionless ratio of the obtained simulation data is plotted for the full range of simulated solvent qualities, ranging from the athermal limit to the collapsed regime. The effective exponentseff ofanwhich were obtained in Section (cf. Fig and Fig. 4.18) were used for these plots. The overall agreement with the expected corrections to scaling is very good. The ratio can be used for comparisons with experiments, as it is a dimensionless quantity. For experimental, á systems and } ( äeá SçtVÜfC!TSU!!WÞ of comparable solvent quality one should expect similar values of. However, as Figure 4.36 elucidates, strongly depends on both, the solvent quality,!tsu!!s å and the molecular weight. In Fig is plotted only for the three limiting cases of an athermal solvent ( àû!tsu!), a solvent !TSçÞ ( !TSçtÞ), eá SùÜ$VTgC a poor solvent, using the limiting values e!tsçûwèãhc offor the ) chain limit, Ì, ÌV. From this Figure, one obtains limiting values of for the athermal to SçÞT case,!tsu!!$èfor asolvent and, respectively. In experiments, thevalues are usually not extrapolated but simply taken as the rationì=, where)is erc SùÜ determined via Equation 4.13 from the extrapolated translational diffusion coefficient er5 Sç tto in the limit of zero scattering vectorqand zero concentration*. Typical experimental values of range from for polyisoprenes in good solvent (cyclohexane) [202] and from eè ( Sç Ûfor various polymers in solvents [110]. The simulation data that are displayed in Figure  ~íìè é êƒë 4.36 can be extrapolated to äæå). One then obtains the limiting values e (4.17)
79 e e e !TSØèè Þ. 4.2 Scaling analysis > 1 * N ν <R h â H :"D?>andöãH N ( 1/2) ī8 Figure 4.34: Scaling plot of the corrections to scaling of the hydrodynamic radius with an exponent bw ùø?ú ú. The solid line is a linear fit of the simulation data according to the equation 8ƒb$ øf6fú`žbw bw: 6>?b`Öb$ b bw:and a correlation coefficient2 HNbW d ý"þ. eè eè for the simulated chains for the whole range of solvent qualities. The scaling exponents in the scaling law ofnandðare the same in the limit of infinite ( chain ä length. Therefore, only the prefactors +Ì*?remain in the quantity to give q+ì*?. This ratio is displayed in Figure The theoretical limit in the bad solvent case is given by a hard sphere which yields The quantity undergoes a smooth transition from the good solvent to the bad solvent regime which is an effect of the finiteness of the chains. In the limit å) one would expect a stepfunctionlike behavior of (+Ì*). In experimental systems, in addition to the finiteness of the chain lengths one has polydispersity effects, which also have an effect on the quantity. Therefore, in order to perform a unique mapping of experimental length scales onto the simulated model system of chains experimental systems, one has to consider polydispersity effects as well. (a/c) θ solvent limit hard sphere limit good solvent limit λ the prefactors in the scaling law of Eq. Figure 4.35: Ratio ò 0 (4.24) and (4.25). For the three limiting cases, the good solvent,ksolvent and bad solvent, the theoretical exponents were used. The intermediate l  values were obtained by using effective exponents, obtained from the simulation data of finite chains. In the limit of infinitely long chains, one expects a stepfunctionlike behavior of lã0.
80 66 Simulation results of linear chain systems > 1 /<R h 1 <R g 2 > 1/ λ = 0.00 λ = 0.20 λ = 0.40 λ = 0.60 λ = 0.62 λ = 0.64 λ = 0.65 λ = 0.66 λ = 0.68 λ = 0.70 λ = 0.80 λ = 0.90 λ = Figure 4.36: Dimensionless ratio l'hnm o ±ÀpD h8 N (ν eff 1) Â =1? of the simulated linear chains for different good solvent qualities using the effective exponentsöeff obtained in Section from Fig λ = 0.00 λ = 0.65 λ = > 1 > 1/2 /<R h 1 <R g m lh <8:F þ`'bw b þf6 ÆW`'b$ b b ø 0.30 N (ν 1) b `b$ Figure 4.37: Dimensionless ratio o ±ÀpD h8 curve represents a linear fit of the data points according to the equation and a correlation coefficient2 HNbW d V d b. The dotted line is a linear fit according to :F Æ 6W:ǸbW bfbýand has linear fit according to b b `Žb$ b ý:¼`žbw bfb$:with2 HNbW d V ú$:. Â of the simulated linear chains. The upper solid a correlation coefficient2 H b$ V ú 6. The dashed line for the bad solvent data is a
81 ä =ÉŽŠŽv =äž Žü = ä =ÉŽŠŽj={S (4.19) ì 4.3 Polydispersity Polydispersity In our simulations, all individual runs are done with only one chain length at a time which corresponds to a polydispersity index LJ!(see Eq. (4.22)) which means that one has exactly monodisperse chains. In experiments, however, this is usually not the case. Depending on the polymerization process and the synthesis method which is used to obtain the respective polymers under investigation one obtains a more or less broad molecular weight distribution (MWD). These distributions can be determined by Gel Permeation Chromatography (GPC) experiments. GPC measurements however are error prone as it is not an absolute method like static light scattering, but it needs calibration with a well known polymer sample. Therefore it is often difficult to obtain conclusive results with unknown polymer samples, because the equilibration will usually only work among polymers of the same homology class. Another experimental problem is the fact that from the MWD alone one does not get any information about the kind of branching that might be present in a polymer sample. Very often, however, this is of considerable interest in industrial applications because branching has an important influence on the properties of polymeric materials. Relatively broad MWDs are usually obtained when performing step polymerizations where the polymer chain grows stepwise by reactions that can occur between any two molecular species and Ž in the reaction mixture, e.g.: = Ž Ž (4.18) Typical products obtained by step growth polymerization are polyester, polycarbonate, polyamide and polyurethane. The relationship between the average molecular weight ` or the average polymerization degree and the conversion is described by the Carothers Equation  v (4.20) where is the fraction of functional groups that have reacted. Equation 4.20 is derived under the assumption of equal reactivity of the functional groups, i.e. the reactivity of the functional group is independent of the length of the chain and unaffected by the reaction of other functional groups in the monomer or polymer. A reasonable representation of the obtained MWDs in experiments is given by the ZimmSchulz Distribution. The latter can be formulated in terms of the degree of polymerization and is given Išby: (4.21) ì«¹ «½ 9 ÀEÁTÂ¹ «½S This function includes the two parameters «, which determines the shape, and, which denotes the number average of the degree of polymerization. related to the polydispersity index is the gammafunction. The parameter «is
82 . %q 68 Simulation results of linear chain systems (4.22). «v by (4.23) (4.21) often provides a reasonable data fit for experimental data [188]. In many experimental studies, rq Ì values vary a great deal, usually between S and ÃSùÜ(see e.g. [155]). Figure 4.38 displays different examples of, according to Eq. (4.21), each one with one particular value of rq Ì. Therefore, in order to systematically investigate the influence of polydispersity on the static properties of the simulated polymer systems, Eq. (4.21) was used as a distribution function. The results fornand)were then recalculated, assuming the distribution Ifor the different chain lengths. with %q being the weight average of the degree of polymerization. For values «Rq ÃSU!,Eq. <N w >/<N n > = 1.2, U = 0.2, β = 5.0 <N w >/<N n > = 1.50, U = 0.5, β = p(n) <N n > = 50 <N n > = 100 <N n > = 200 <N n > = 400 <N n > = 800 p(n) <N n > = 50 <N n > = 100 <N n > = 200 <N n > = 400 <N n > = N N <N w >/<N n > = 1.70, U = 0.7, β = <N w >/<N n >= 2.00, U = 1.0, β = p(n) <N n > = 50 <N n > = 100 <N n > = 200 <N n > = 400 <N n > = 800 p(n) <N n > = 50 <N n > = 100 <N n > = 200 <N n > = 400 <N n > = N N Figure 4.38: SchulzZimm MWD for various polydispersities as displayed. and (4.24) With the Ansatz ani .+
83 e e e e, 4.3 Polydispersity 69 BŒI.s one n Ér È obtains for /niã 9 á Ìì«w¹ ½ +ÉrÈNÄ 9 ÆÀEÁTÂ¹«Í the radius of gyration: ì\ k ½ $ «¹ ½Ä Æ «t uyv w  +ì\ k ì«w«¹ ¹ì\ k r«ì«w ««½ *¾v (4.25) «1 ½S (4.26) BŒ  *ì Ð r«the analogous calculation ì«foreœ ¹ ¾¹ì Ð r«yields: e ì«ã«¾½ n «½ ¾ * (4.27) e v«vkvţšû+ì*¹ ½Ä¾ Æ¹ì«ì\ k r«the general expression for BŒ reads: ì Ð r«g ½Ä ÆS e «(4.28) ( In Equation (4.28), there is no explicitdependence of anymore, however, andependence comes in by the effective exponents and k, which, in experiments and simulations, are a function of. Asymptotically, j>k, so that thedependence of vanishes completely for äæå). In this case one yields: ìk r«g ½Ä ÆS (4.29) In Eq. (4.29), is only a function of the polydispersity parameter «and the asymptotic scaling exponent k is!tsçþ ( ä e which in a good solvent and!tsçþin asolvent, respectively. For all other solvent qualities in between these two limiting cases one can use effective exponents, obtained from a loglog plot of=nvs.. The ratio (+Ì*) can be obtained from simulation data by extrapolating the obtained values to the limit å). e«vk". Using different asymptotic values for k in Eq. (4.29) one obtains a set of curves Inserting the value kç!tsçþfor asolvent simplifies Eq. (4.29) further and one obtains: e e«vk"šº+ì*¹ì«ì\ k r«,
84 e e,, e e 70 Simulation results of linear chain systems ρ(β) / (a/c) Figure 4.39: Plot of l8xxzy{œhžbw according to Eq. (4.30) β e e«vk!tsçþwš WS (4.30) é ê ë ~}. é êƒë } 7 ~} 7 eì+ì*?g á v eì+ì*?g äæå (4.31) (4.32) This function is plotted in Figure 4.39 and exhibits the following limiting behavior: } The simulation data quantitatively exhibit the same limiting behavior. This is shown in Figures 4.40 and 4.41 where the function is plotted for four different polydispersities «. The function diverges with increasing polydispersity index and it approaches the finite limiting value (+Ì*) as approaches zero. The limiting values of monodisperse chains have been determined in a previous plot. *È *È The calculation of the *Èvalue of our simulation model allows one to perform a minimal mapping of length scales onto experimental systems. expresses the stiffness of a polymer chain in a dimensionless parameter. Thus, this is the smallest length scale at which a polymer chain exhibits flexibility. A mapping of of our simulation model onto PS (see Table 2.2 on Page 13), which has long been regarded as the best model polymer of linear flexible chains, yields a ratio ofƒ t. However, for lengths larger than the persistence lengths, one has freedom in this rescaling of lengths, as was demonstrated in Section This is valid as long as one does not leave the universality class of the chains, e.g. the good solvent orsolvent limit. A potential uniqueness of a mapping of length scales is provided by the, respectively  dependence of the dimensionless quantity. This dependence occurs because of the huge corrections to scaling that were subject of a previous chapter. We tested this mapping idea by taking into account polydispersity in our linear chains as described above. We used experimental data obtained by Park et al [155] for several polydispersities of PS in cyclohexane (solvent) atv ÃSçÞ. C. In performing this mapping we try to make use of thedependence of the corrections to scaling of the quantity. The results are displayed in Figure 4.42 and Table 4.1 and clearly reveal that this mapping procedure does not work. If it worked, then the obtained ratios in Table 4.1 for different polydispersities would
85 4.3 Polydispersity 71 good solvent ρ(β,<n n >) <N w >/<N n > = 1.0 <N w >/<N n > = 1.2 <N w >/<N n > = 1.4 <N w >/<N n > = 1.5 <N w >/<N n > = 1.7 <N w >/<N n > = 2.0 ρ(β,<n n >) θ solvent <N w >/<N n > = 1.0 <N w >/<N n > = 1.2 <N w >/<N n > = 1.4 <N w >/<N n > = 1.5 <N w >/<N n > = 1.7 <N w >/<N n > = <N n > (ν 1) Figure 4.40: Dimensionless ratio l for various polydisperse linear chains in athermal solvent conditions <N n > (ν 1) Figure 4.41: Dimensionless ratio l for various polydisperse linear chains inksolvent condition. θ solvent ρ(β,<n n >) <N w >/<N n > = 1.0 <N w >/<N n > = 1.1 <N w >/<N n > = 1.2 <N w >/<N n > = 1.4 <N w >/<N n > = 1.5 <N w >/<N n > = 1.7 <N w >/<N n > = 2.0 <M n > = 118,750 < M n> = 113,461 <M n> = 72,115 <M n > = 17,307 Figure 4.42: The same plot as in Fig but with comparison to experiment. Experimental data by Park et al [155] on PS inksolvent have been used. The number average molecular weight is displayed in terms of PSrepeat units <N n > (ν 1)
86 e p p p e e e e 72 Simulation results of linear chain systems òh Table 4.1: ±D 8 Mapping of experimental PS in aksolvent onto the simulation model in this work. The errors of í±(`í6 of were calculated by using the errors ) and 8 S (`'>V ) as given in Ref. [155]. The errors of o ²i sim were obtained by taking into account the errors of ò in Figure If this mapping worked, the obtained ratios oƒ²i expd5oƒ²d sim for various polydispersities should be the same. The obvious large scatter of ratios reveals that the experimental data scatter is too large in order to perform a unique mapping of length scales. rq Ì sample 2N F3 F2 x exp in experiment FèvV!$è VT è v?þ?vvü$tt vè Þ! ÞÞ!! T in experiment SçVÜ C!TSU! SùÜW!ˆC sim in simulationš?vdc?tic VVÜ? t ÛiC EÜ VtV?ÛViCè Þ tt?þ expì sim Data taken from Ref. [155]. PS in cyclohexane (solvent). values are displayed as multitudes of PSrepeat units. Š According to the data in Figure SùÜ SçÞ ÃSU!!TSU!WÛ!TSU! SùÜÜ C!TSU!WÛ SùÜÜ C be more or less the same. However, they deviate strongly, which means, that no unique mapping of length scales can be performed. ä å The main reason why this approach to mapping length scales fails, lies in the fact that the quantity is only very slightly dependent upon. Therefore, the quantity changes only slightly while there is a huge change in, and as a result, making the mapping of values arbitrary. In principle, when going from ûþ!to the change in is roughly 30% for the  S monodisperse system, cf. Fig. 4.40, but the change in is arbitrarily large. This effect decreases with increasing polydispersity, because then the curves in Figures 4.40 and 4.41 have a larger increase. This can be clearly seen in the corresponding errors of in Table 4.1. The larger the polydispersity, q the smaller is the error in the determination of. For the smallest considered polydispersity ( Ì ) one obtains an uncertainty in the determination of that is more than 2 times larger than the actually determined value which makes the result meaningless. Therefore, the main problem in this failure of the attempt to perform a mapping eû SçÞT A S lies in the large data scatter of experimentally determinedn and)values and the resulting uncertainty in the calculation of. As a test of the good solvent regime we used experimental data [202] of PIP in cyclohexane, which is a good solvent at Þ. C. In Ref. [202], practically monodisperse (`&qì` eû SùÜ ) polymers were synthesized. As example we give the results for a mapping with two samples of Ref. [202], namely L14 The and L12. For these two samples, was determined as and, respectively. values of their samples, expressed in multitudes of PIP monomer units, wasþü$vvandûü$tt, respectively. Both samples are monodisperse and our mapping yields a ratio of 1:22 for L14 and 1:56 for L12, which clearly demonstrates again, that the quantity is not suitable for a unique mapping of lengths due to experimental data scatter.
87 4.4 Shape analysis Shape analysis This section provides a shape analysis of the simulated linear chains. In performing this analysis we go beyond any previous studies which usually concentrated on very short linear chains simulated on various lattices. To the best of our knowledge this is the first study of shape properties of the chainmodel introduced in Section 3.4. No experimental data are available on shape properties and only few MCstudies of rather short linear chains have been performed. The only results of shapes of linear chains obtained in MD simulations to the best of our knowledge, are a series of investigations published by Bishop and various coworkers. In each publication the results fordwere different and always larger than the value suggested by theory, see Table 4.2. These systematic deviations could be due to the nearest neighbor harmonic spring forces which are used in this and nž of n?vtãsçût C!TSçÛ! series of publications having an equilibrium distance of SU!as opposed to!tsçûwèin our model. In [35] their model was applied to the simulation of star branched systems as well. However, there is a discrepancy between their obtained raw data for linear chains in Tables I and ( II of Ref. [35]. For the largest investigated linear chain lengthpü!!they give values in Table I?ÞT S EÜrCü Sèin Table II. This discrepancy of more than "!só for the same quantity is not resolved and therefore the results of this publication are at least questionable. In the first publication [32] in this series ( of papers, no extrapolation of the obtained values to äæå) was ä done. However, our simulations clearly show that this has to be done, as there are rather large finite size effects, cf. Figure Batoulis and Kremer [13] performed MC simulations on a fcc lattice and performed an extrapolation of the obtained data to å). They obtained a value fordwhich isüssçþ)ó larger than the one expected from theory. As their maximum chain length was toû} "!!! ßÜW!!this discrepancy can be explained by finite size effects. Zifferer et al [226, 231] performed MC simulations both, on and offlattice, with up monomers and yielded values fordanddo which are slightly higher, respectively ( lower than the one ä that theory suggests, cf. Table 4.2. Our simulations were performed with much longer chains than where used by either of these researchers. Furthermore, we obtained simulation data with a higher accuracy than in previous investigations of shape properties. The results ofdanddo in an extrapolation to å) are listed in Table 4.2 along with the results of other publications. Our result fordisv)ó larger than the theoretical value. Along with the results of other researchers this indicates that theory underestimates the influence of excluded volume on the shape of chains and that higher order terms should be taken into account in the expansion of Ref. [9]. All other shape parameters listed  in Table 4.2 are in fairly well agreement with theory. A complete overview of the obtained results of the asphericities is given in Fig according to the definitions in Section For the quantity k no theoretical values are available in literature. An extrapolation of the simulation data of b for the good solvent case and at thepoint yields k!tsçtþûûœcá!tsu!!!$èand k.!tsçt ÞÞ C!TSU!!!WÞ, respectively. In [196] a shape analysis of MCsimulated polypropylene chains using the rotational isomeric state model ( with excluded volume yielded kü!tsçttic!tsçvvin excellent agreement with our result. From Figure 4.43 one can conclude that the quantity k is the most sensitive to both, solvent quality and chain length, anddo, the average of two fluctuating quantities, is the least sensitive one. As further illustration of this fact, the influence of finite size is displayed as well in Figure 4.43 by an extrapolation of äæå) for two solvent qualities. The quantitydo has been determined in only very few MC simulation studies which considered only very short chains. In these simulations, finite size effects might contribute a systematic bias to
88 74 Simulation results of linear chain systems Table 4.2: Table of extrapolated asphericities and kž of linear chains obtained in this work in comparison with results obtained by other!tsçþþ investigators. Reference d(good solvent) do (good solvent) d( point) do ( point) theory!tsçþvü!tsçþ tv!tsçþü$ ÞˆC!TSU!!!!TSçÞWè! CÝ!TSU!WVÞ this work!tsçþþvˆcý!tsu!w Þ!TSU!WÛÞ ã Batoulis and Kremer Bishop and Michels!TSçÞÞ!TSçÞÜ$VˆCÝ!TSU!!WV!TSçÞÜ$VˆCÝ!TSU!!W!TSU!!W!TSU!!s!TSU!!s C Bishop and Clarke Bishop and Smith Bishop et al!tsùü$ ÛiC!TSçÞ ÛˆC!TSçVÛWèiC Cannon et al!tsçþü$twè Jagodzinski et al. Zifferer Zifferer!TSùÜu CÝ!TS "!!!TSùÜ$VÜ C!TSU!! Ü!TSU!!s?V!TSU!!WV ã ã?þ Š!TSçVÛÜSŠ!TSçÞT!TSçÞ T C ã!tsu! Üu!TSçVÛÜ C ã!tsùü$vt ã!tsçþ TgC!TSùÜ$ÞÞ!TSçÞ twè ã ã!tsçvût!tsçvûü$þ ã [32]. BD simulations of very short chains in the continuum.( ( (A Ü ). [34]. BD simulations of very short chains in the continuum. A [35]. BD simulations of short chains in the continuum. A [36]. Offlattice MC simulations of very short chains.!!$ ( A ( ( [105]. MC Simulations on a simple cubic lattice. A [231]. Offlattice MC simulations. A ÛtV). [226]. MC Simulations on a tetrahedral lattice. A According to [212] and [9]. Š [105]. Renormalization group calculations. [13]. MC simulations of short chains on a fcc lattice. A ÜW!!$. with an error of!tsu!w!tsu!wþ%. [46]. Offlattice MC simulations.!). "!!!). ÛWè). Þ!). the obtained extrapolated values. In order to perform very precise measurements of shapes of chains one should best refer todo rather than k ord.one the other hand, in literature, mostly the the latter quantity has been used. ofd  do ( ä Our study gives a ŽRž S complete account ofd,do and k for many different solvent qualities. In Figure 4.44 the results of an extrapolation of all obtained asphericity values to ( Jâ7!TS å) are displayed. As one expects, all definitions yield the same values in the collapsed regime ), gradually approaching a value k{!. An extrapolation of the obtained curve indicates that zero would be obtained at but more likely the different curves will level off into a saturation just above zero due to the excluded volume effect. Y YÌ n (4.33) In order to compare the results obtained for chains containing different number of beads, the normalized principal moments (shape factors) were measured. (4.34) and Yo} =YÌn
89 Y 4.4 Shape analysis 75 Figure 4.45 displays the determined values of 9Yversus the interaction parameter. For o very similarly shaped curves are obtained. For highly symmetric (spherical) configurations uyr} ÌV whereas for rodlike molecules 0 !and á ofrß. Apart from these limiting values no exact analytical expressions are available for these quantities. In the three figures displaying uyone can clearly see that the curves exhibit a long plateau ( at high temperature which is only slightly dependent ä upon. The changes in shape for larger values of å are the more pronounced the longer the chains are and reach a value ÌVfor the longest investigated chain lengths. This behavior fits well to the observed sharp collapse transition of long chains in Section 4.1. The extrapolation of all shape factors to is displayed in Figure In the collapsed regime all definitions, independent of the averaging process, approach the same value of ÌV. There is only a slight difference between $Yand Yin o the good andsolvent regime, which diminishes for collapsed chains. In Figure 4.47 the results of the extrapolated ratios of principal moments are displayed, indicating the gradual transition of the chains from a rodlike object to a more spherical object as the solvent quality decreases. In their original paper, S ˇolc and Stockmayer [183] to SçÛ SùÜž w performed MC simulations on a lattice and found a ratio of 0 ž SØèš 1 ÃSØè for unrestricted random walks on a cubic lattice. Recent MC simulations with simple cubic lattice chains and polymerpolymer interactions were performed by Tanaka Mattice [195] and resulted in a ratio of?þœ V Ç onlyûü!!andºá for athermal chains to Sç ÃSçt for chains underconditions for collapsed chains in the low temperature regime. All of these data points are below our measurements. This might indicate effects of the used lattice models also finite size effects, as the used chain lengths in these investigations were "!!!, respectively.
90 76 Simulation results of linear chain systems good solvent, λ = 0.00 θ solvent, λ = 0.65 asphericity b N = 50 N = 100 N = 200 N = 400 N = 800 N = 1000 N = 2000 Asphericity b λ N good solvent, λ = 0.00 θ solvent, λ = 0.65 asphericity δ N = 50 N = 100 N = 200 N = 400 N = 800 N = 1000 N = 2000 Asphericity δ λ N asphericity δ N = 50 N = 100 N = 200 N = 400 N = 800 N = 1000 N = 2000 Asphericity δ good solvent λ = 0.00 θ solvent λ = λ Ν 1 Figure 4.43: Asphericites of linear chains of all investigated solvent qualities and chain lengths² and their extrapolation to (²Ÿ ) in a good solvent and aksolvent.
91 4.4 Shape analysis asphericities b δ δ λ Figure 4.44: Extrapolated (² Ÿ ) asphericities of linear chains for different solvent qualities sf N = 50 N = 100 N = 200 N = 400 N = 800 N = 1000 N = 2000 sf N = 50 N = 100 N = 200 N = 400 N = 800 N = 1000 N = λ λ 0.4 sf N = 50 N = 100 N = 200 N = 400 N = 800 N = 1000 N = λ Figure 4.45: Shape factors L'Åd of linear chains of all investigated solvent qualities.
92 78 Simulation results of linear chain systems 0.8 extrapolated shape factors sf 1 * sf 1 sf 2 * sf 2 sf 3 * sf Figure 4.46: Extrapolated (² Ÿ ) shape factors L'Åd and L'ÅŽ of linear chains of solvent qualities covered by simulations. λ >/<L 3 2> <L DISK oblate ellipsoids SPHERE λ = 0.00 λ = 0.20 λ = 0.40 λ = 0.60 λ = 0.62 λ = 0.64 λ = 0.65 λ = 0.66 λ = 0.68 λ = 0.70 λ = 0.80 λ = 0.90 λ = 1.00 Tanaka and Mattice Tanaka and Mattice Tanaka and Mattice Solc and Stockmayer prolate ellipsoids <L 1 2 >/<L 2 2 > ROD Figure 4.47: Extrapolated (² Ÿ ) ratios of principal moments for linear chains of different solvent qualities. Several data points from literature are displayed as well.
93 4.5 Simulation details:k transition Simulation details: 9 transition Starting from the athermal case with }æ!tsu!, the systems were allowed to equilibrate for a long time, typically ten times the relaxation time and statistical averages were then taken from runs extending typically over a time interval of about ten times the characteristic relaxation time. The last configuration was then used as starting point for the next run at a lower temperature. By this procedure the systems were gradually annealed to temperature below the temperature. Snapshots of equilibrated linear chains at three different solvent qualities are displayed to scale in Fig to ¾Hb$ b,² Figure 4.48: Snapshot of a linear chain under athermal conditions. The first and last bead have a red color. H>FbFb. ¾{Hb$ þø,² Figure 4.49: Snapshot of a linear chain underkconditions. H>FbFb. ¾H :F b,² Figure 4.50: Snapshot of a collapsed linear chain far below the transition point. H >?b b. To obtain statistically independent samples, the systems were started using the MD procedure described in Section 3.3. This was done for about integration steps to allow for a first relaxation of the chains on a small length scale. Then every integration steps a series of pivot moves usually about attempted moves was included, in order to also relax the chains on a large length scale. The pivot moves also decorrelate the consequtive configurations of the chains. In the
94 80 Simulation results of linear chain systems 70 <R g 2> λ = 0.00 stretched chain λ = 0.00 random walk λ = 0.65 stretched chain λ = 0.65 random walk λ = 0.65 R g 2(t) λ = 1.00 stretched chain λ = 1.00 random walk λ = 1.00 R 2 g (t) ±À Â Figure 4.51: Time evolution of Timesteps t for three different values of ¾ and two different initial configurations of the chain configuration. Time is displayed in Lennard Jones of ±À units with integration time step âéähnbw bw:. For the systems with ¾Hb$ þøand ¾H:F bthe fluctuations are displayed as well. production runs, snapshots of the whole systems were then taken every integration steps, depending upon the length of the chains. As a criterion for a system having reached its equilibrium state,=n ê,)k êand)u êwere monitored. Tests of the implementation of this work, in terms of the chains reaching their equilibrium state, did not show any significant dependence on the ratio of MD steps to pivot moves. Tests of different initial configurations of linear chains with, on the one hand, random walks generated by the procedure described in Section 3.3.2, and on the other hand, fully stretched chains with the monomers being set at their equilibrium distance of º!TSçÛWè, are displayed in Fig and 4.52 for the endtoend distance and the radius of gyration. These figures elucidate that the choice of a random walk setup of chains is more favorable than starting with an elongated chain as in the former case the chains are much closer at their final equilibrium configuration. On the other hand, the different curves converge very quickly on a time scale of roughly LJtimesteps, so that this gain in speed is not as crucial for single chain systems as it is for chains in a melt, where slow reptation dynamics due to the presence of many other chains slows down the ralaxation behavior of each individual chain. The figures also display the much larger fluctuations of the chain extensions at the point compared to the collapsed globular state. The exact measured values of the fluctuations of kand nof all single chain systems are listed in the tables of Appendix A.
95 e å) e 4.5 Simulation details:k transition λ = 0.00 stretched chain setup λ = 0.00 random walk setup λ = 0.65 stretched chain setup λ = 0.65 random walk setup λ = 0.65 R e 2(t) λ = 1.00 stretched chain setup λ = 1.00 random walk setup λ = 1.00 R 2 e (t) <R e 2> í ;À Â Figure 4.52: Time evolution of Timesteps t for three different values of ¾ and two different initial configurations of the chain configuration. Time is displayed in Lennard Jones of ' OÀ units with integration time step âéähnbw bw:. For the systems with ¾Hb$ þøand ¾H:F bthe fluctuations are displayed as well. Summary In Section the obtained simulation data were used to demonstrate that the corrections to scaling ofðare different from the ones forkandn. The reason for experiments to fail showing the limiting scaling behavior is due to the experimental systems exploiting too short chain lengths. With the simulation data in this work the correct scaling behavior ofmcould be demonstrated and is published for the first time. Taking into account polydispersity with linear chain systems revealed that the quantity is not suitable for a unique mapping of length scales between experimental systems and simulation systems. It was shown that this is due to the small sensitivity of the quantity to the degree of polymerization when using experimental data. of this scatter of data a unique mapping cannot be performed. In Section 4.4 an extensive shape analysis of the linear modelchains was performed, including an extrapolation of three different definitions of asphericity to the ä limit. The relative sensitivity of these quantities to finite size effects was demonstrated in dependence of the solvent quality, covering the whole range from good solvents to bad solvent conditions. It was found that the asphericity of linear chains decreases with chain length.
96 82 Simulation results of linear chain systems
97 Chapter 5 Simulation results of branched chain systems Table of Contents 5.1 Simulation of stars Introduction Simulation results:k transition of stars Shape analysis of stars Scaling and branching factors of stars Simulation of other branched topologies Introduction Description of the branched topologies Simulation results and discussion Scaling properties Determination of branching parameters Simulation of dendritic polymer structures Introduction Description of the degree of branching with dendritic macromolecules Simulations of dendrimers Simulations of hyperbranched polymers Simulation results Monomer density distribution Branching factors Shape analysis of the dendrimers Structure functions The properties of a polymer system can be significantly modified by a variation of the molecular architecture. As a result of topological constraints caused by branching or even loops, the local average polymer density increases relative to that of a linear chain. This effect is particularly important in the study of dilute solution properties of single chains as well as in polymer melt systems where branching has a major influence on the rheological properties. This chapter gives a summary of the results obtained from simulations of single branched chain systems with a variety of different topologies.
98 e 84 Simulation results of branched chain systems 5.1 Simulation of stars Introduction During the initial period of the development of theories concerning polymer chains and their solutions, starbranched polymers were used as the simplest idealized model of branched polymers [43]. For the theoretical description of this model, several techniques based on de Gennes blob theory [56] were applied [28, 30]. Daoud and Cotton [52] introduced a model for the conformation of star polymers that is based on the blob concept. Their model assumes the blob size and consequently the monomer concentration to be a monotonically decreasing function of the distance from the center of the star. This scaling theory is strictly only valid in the limit of long enough chains focusing on scaling exponents and completely ignoring any prefactors. Other theoretical approaches were based on the renormalization group (RG) theory [143, 144]. N7 For random flight chains some parameters which describe the influence of the presence of a branch point on the size and shape of macromolecules could be calculated [42]. Experimental progress? in polymer chemistry allows for the preparation of regular manyarm stars, and stars with up to arms have been synthesized [171, 219]. These manyarm star systems are used as ideal models for polymeric micelles. Light and neutron scattering have been useful in obtaining new insight into how the size of a star depends on the functionality, arm molecular weight, and solvent quality. Many numerical simulations, both MC and MD, have been done [13, 34, 36, 86, 87, 178, 179] to test scaling predictions and to determine other properties such as structure factors. However, many studies included only a few arms or very short armlengths. In light of this, it is interesting to perform a systematic study of stars with our modelchains for different numbers of arms and longer armlengths than were used in most of these studies. By use of latticemodels, it is possible to investigate not only the properties of linear chains but also of starbranched chains in a highly efficient manner. Usually, the chains are generated by use of biased sampling methods, originally invented by Rosenbluth et al. [165] for linear chains, or by multimerization [13] of arms, which is a modification of the dimerization method by Alexandrowicz [7]. In our simulations of star systems, we applied the same MD/MCmethod as was described for the linear chains in Section 4.5 on Page 79. The only difference is, that we apply the pivot algorithm to each individual arm of the stars. Grest and Kremer [86] investigated many armsystems with up to.ºþ!and a constant arm length of ß  Þ!was simulated using MD. Also stars with "!and !!were included in this study which was focused on the investigation of scaling properties of the structure function in light of the scaling theory. No calculations of shape factors or characteristic ratios such as orõwere done in this study. Sikorski et al [178], ( performed MC simulations on a simple cubic lattice, where only (ÖüV)arm stars were considered and no shape factors were determined. Two years later, they performed another MC study [179], again only with (N V)arm stars of the same length Å ä  tt, including an analysis ofdanddo, including the effect of different solvent qualities. However, no extrapolation of the obtained values to å) was done. Such an extrapolation was performed by Zifferer and Olaj [229] in a MCstudy of shape factors and the asphericity of stars of constant armlength á ?t!with \VÛtWarms. Later, Zifferer [231] performed another MCstudy of stars of constant armlength Ö \V àü!with? Warms
99 5.1 Simulation of stars 85 and determined the same properties. In these simulation studies only RWchains were considered and noõ or factors were calculated and no analysis of scaling properties æ was performed.  In [13], a systematic investigation of scaling properties of stars has been performed, including some results on the asphericityd.however, in this study only very short arm lengths and only stars with A tarms were considered. In the previous chapter, we demonstrated that in [13] a wrong exponent for the correction to scaling of{was confirmed (Ó Ì instead of Ó \F). In light of this new result it is interesting to perform a systematic simulation study of star systems, including effects of solvent quality and with armlengths that exhibit the correct scaling behavior. Up to date, to the best of our knowledge, no systematic study of shape factors of stars for many different arms, including different solvent qualities has been done. To our knowledge, this is the first systematic study of branched systems using the simulation model described in Section Simulation results: transition of stars The ideal solvent case and the point are the two most important limiting cases of polymer solutions which can be treated in theoretical investigations. As most experiments are usually done in solvents of either quality, the simulations of branched systems will focus on polymers in the athermal limit and at the point. The purpose of this section is to analyze star branched polymer chains in order to reveal a possible shift of the point of the used model due to chain branching. The question whether there exists a possible shift of the point was not only raised in the context of stars [52, 107], but also for cyclic chains the experimental data for different systems [168] have shown a depression in the temperature of up to ó with respect to those obtained for linear chains. Thestate is experimentally attained at the temperature at which the second virial coefficient vanishes, that is, when the molecules are noninteracting in pairs. Since the repulsive threebody interactions between two molecules must be compensated ( ä for by temperaturedependent twobody attractions, it turns out that in a star polymer thetemperature must be lower than in a linear chain even more so the larger is or the smaller isì. In fact, because of its topology, the star has a larger multiplicity of threebody repulsions between two molecules than a linear chain. However, if the molar mass is very large (i.e. fixed and å)), the region close to the branch point has a negligible effect and a universal asymptotictemperature is reached. Ö Only very few simulation studies, mostly using lattice models, of the transition behavior of stars have been done, see e.g. [75, 107]. These studies focused on few physical quantities and did not include any shape analysis. In [14] one of the most detailed MCstudy of arm lengths of up to was performed. The simulation data obtained in this study suggest that the asymptotic temperature of stars on a fcclattice is the same as for linear chains. However, in this study only a maximum arm length of á"!!was considered. In the following, the results of a point analysis of star polymers with varying number of arms and lengths _á _á  are displayed. In our investigation we simulated much larger chains than in previous studies. Figure 5.1 exhibits the appropriate scaling plots of stars with arm numbers VvÜvÞ. Figures 5.2 and 5.3 exhibit the same scaling plots for stars with "!and? arms. The determination of the respective points was done as described in Section 4.1. The results are given in Table 5.1 on Page 88. Within the errorbars of the simulation data, there is no detectable shift of the point for star branched systems when compared with the linear chains. The observed systematic decrease of } with A "!can be easily explained as a finite size effect, because the }q effective arm length decreases in our simulations with increasing number of arms. The star system with? arms however has been simulated with a larger arm length than the "!arm
100 À 86 Simulation results of branched chain systems a) <R g 2 >/(N 1) 2ν <R g 2 >/(N 1) 2ν b) <R g 2 >/(N 1) 2ν λ N = 101 N = 201 N = 401 N = 801 N = 101 N = 201 N = 401 N = 801 N = 61 N = 121 N = 301 N = 601 N = λ λ λ λ N 1/2 <R g 2>/(N 1) = <R e 2 >/(N 1) = <R g 2 >/(N 1) = <R e 2>/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2 >/(N 1) = <R g 2 >/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = N 1/2 <R g 2>/(N 1) = <R g 2 >/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2 >/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2 >/(N 1) = <R g 2 >/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2 >/(N 1) = <R g 2 >/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2 >/(N 1) = <R g 2 >/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2 >/(N 1) = <R g 2 >/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2 >/(N 1) = <R g 2 >/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = c) λ N 1/2 ±À Figure 5.1: Determination of thekpoint for different stars. Left: vs. interaction parameter ¾. Right: ¾ vs.²š=1?a for different constant values of the scaling function. The extrapolations yield slightly smaller values of ¾9M, compared to the corresponding plot of linear chains in Figure 4.3 on Page 45. a) ÅjH6, b) ÅH Æ, c) ÅH ø.
101 À À 5.1 Simulation of stars >/(N 1) 2ν <R g N = 101 N = 201 N = 401 N = 801 λ <R g 2>/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2 >/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2 >/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2 >/(N 1) = λ Figure 5.2: Determination of thekpoint for stars with ÅIHá:b. Left: ±IÀ ÂD8(² < vs. interaction parameter ¾. Right: ¾ vs.²š=1?a for different constant values of the scaling function. The extrapolation of these:barm stars yields the lowestkpoint of all investigated systems, as the individual arm length of these stars is the smallest one (²ÉÈíHNúFb). N 1/2 <R g 2 >/(N 1) 2v N = 241 N = 481 N = 721 N = λ λ ±IÀIÂD8(² < Figure 5.3: Determination of thekpoint for stars with ÅIHá:/>. Left: (²äËÿÈªÇH:/>Fb), these parameter ¾. Right: ¾ N 1/2 <R g 2>/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = <R g 2>/(N 1) = vs. interaction for different constant values of the scaling function. Due to larger arm lengths stars exhibit a small increase of ¾ÃM, compared with the (ÅH:b)arm systems.
102 !TSU!s 88 Simulation results of branched chain systems!tsu!w!!tsu!s }!TSU!!$è "!  Ì 2!TSçtÞ! C !TSçtÜ$ÛˆC!TSçtÜ!TSU!s"!? C 200 5!TSçtÜ$tˆC !TSçtÜ$VˆC 80 12!TSçtÜ$ÞˆC 120 Table 5.1: Table of (²«Ÿ ) extrapolatedk points of the simulation model described in Section 3.4 for different stars. The extrapolation shows that thekpoint for star branched systems approaches the one of linear chains with increasing effective arm length²è. The apparent shift of thekpoint with stars thus is only a finite size effect which is due to small effective arm lengths. The deviations for the considered²ýè values in this work are within the statistical errors of thekpoint determination. Reference!TSçVÜ$ Ü this work Bishop et al [36]!TSçVÜ$VWè Bishop and Smith [35] Batoulis et al [13] Cannon et al [46] Zifferer [231] V Ü Þ t "!?!TSçVÞV!TSçVÜ$Þ!TSç Ü$V!TSç VÞ!WV Þ!TS EÜÜ$V!TSU!WtT?!TSU!WV!! {!TSçVÜÜ!TSçVÜ$Þ!TSç ÜÜ!TSç Ü$Þ!TSç Ü$V!TS Fèè!TS è!ts?þ!!tsu!$è! Þ!TS EÜV!TSU!$èè Û {!TSU!WtT?t {!TSç Ü$V Table 5.2: Table of extrapolated asphericities for the simulated starbranched chains of this work compared to other publications. Athermal chains with ¾mHÝbW b. The results of our study are in excellent agreement with results of other researchers. 6}!TSçtÜ$ÞiC!TSU!s "!TS (5.1) system and shows a slight increase of Q}. Thepoint obtained by averaging over all systems of Table 5.1 is: From this systematic investigation one can draw the conclusion that the point for star branched systems is not shifted within the statistical errors of the simulation and that the observed small shift is only due to the finite length of the star arms. This interpretation can also be applied to the experimentally observed apparent shift ofpoints for branched macromolecular systems. Additionally, as there is no shift of the point with stars where all the arms emanate from one highfunctional center with very high density, one can expect that this will also not be the case for other types of branched chains with a much lower monomer density in the vicinity of the branch point. Thus, the point of linear chains that was determined in our study in Section 4.1 can also be used to simulate branched chains under solvent conditions Shape analysis of stars This section provides an analysis of the shape properties of the simulated star systems. No experimental data at all are available on shape properties of stars and only very few simulation studies have been done, e.g. [13, 179, 226, 230, 232]. To the best of our knowledge, in all studies of shapes of chains, pure MCmethods were employed.
103 5.1 Simulation of stars 89 good solvent θ solvent asphericity δ f = 3 f = 4 f = 5 f = 6 f = 10 f = 12 f = 18 asphericity δ f = 3 f = 4 f = 5 f = 6 f = 10 f = 12 f = Æ yêø5ygþ ÿ:b ÿ:e> N 1 Figure 5.4: Extrapolated (² Ÿ ) asphericities ÅHN65y for symmetric star polymers with and:úarms under athermal conditions. Straight lines are linear fits to the data points. A comparison with results of other investigators is given in Table 5.2. ¾Hb$ b ÅH6 ygæ yøsyêþ5ÿ:/b5y:/> N 1 Figure 5.5: Extrapolated (² Ÿ ) asphericities for symmetric star polymers with and:/úarms underkconditions. As expected, the stars exhibit an increasing spherical structure with an increasing number of arms. A comparison with results of other investigators is given in Table 5.3. ¾{Hb$ þø. ä å) extrapolation. However, ( In one of the first more extensive studies on stars, Batoulis and Kremer [13] investigated the quantitydwith MCsimulations on a fcclattice and performed an they only considered stars with very few arms ( A t. Zifferer [226] used MCsimulations on a tetrahedral lattice to investigated,do ( ä and the shape ä factors Yfor stars with A?. However, they only focused on stars in a good solvent and did not perform an extrapolation of the obtained data to å). Zifferer and Olaj [232] performed MCsimulations on various lattices and extrapolated the obtained data to å). In their study, only linear chains with A "!!!were considered. Their determined results fordand ( the shape factors $Yturned out to be dependent upon the lattice type for finite chain lengths. In [230], Zifferer considered shape factors and the asphericitiesdo of stars with A? in a MC study using a tetrahedral lattice. Athermal ( andsolvents were considered, but no extrapolation of ä the obtained data to äæå) was performed. In a MCstudy on a cubic lattice by Sikorski and Romiszowski [179],dand TYof stars were considered for various solvent qualities. However, (ßVvÜvÞvtv this study "!v? v ( focused entirely onvarm stars and no extrapolation of the obtained quantities to å) was done. In our study, we extrapolated all quantitiesd,do, k, the shape parameters Yand Yto o äæå) in order to account for finite size effects ( of the simulated chains. We also used longer arm lengths of the stars and a larger number of arms ) than have been used in most of the previous studies. Additionally, our results on shape parameters are very accurate, exhibiting an uncertainty only in the fourth digit. The results of an extrapolation to äqå) of the asphericity parameterdare shown in Figures 5.4 and 5.5 for the two most important limiting cases, the athermal solvent limit and thepoint. The
104 { 90 Simulation results of branched chain systems asphericity δ good solvent f = 3 f = 4 f = 5 f = 6 f =10 f = 12 f = Æ yêø5ygþ ÿ:b ÿ:e> N N 1 ÅH6 ygæ yøsyêþ5ÿ:/b5y:/> Figure 5.6: Extrapolated (² Ÿ ) asphericities ÅHN65y for symmetric star polymers with and:úarms under athermal conditions. Straight lines Figure 5.7: Extrapolated (² Ÿ ) asphericities are linear fits to the data points. ¾Hb$ b. for symmetric star polymers with and:úarms underkconditions. ¾HbW þ ø. V Ü Þ t "!? Reference!TSçVt!WÛ!TSçVÜ$Û!TSç WèÃFè!TSç Wè Ü!TSç Wè V!TSç T!TSç! Ü?ÛÞ!TS!TS?tt VÜ!TS "!!W!TSU!WÛ!TSU!WÛVV {!TSU!WÞT? this work Bishop et al [36] Cannon et al [214]!TSçVÞÞ Zifferer [231] asphericity δ θ solvent!tsç tû!ts Fèè!TS "!WtV!TSU!t Table 5.3: Table of extrapolated asphericities for the simulated starbranchedkchains of this work. The results are in very good agreement with other publications. Our simulation study is the most extensive one, covering the whole range from few arm stars to highly symmetrical manyarm stars. f = 3 f = 4 f = 5 f = 6 f = 10 f = 12 f = 18 obtained results are summarized in Tables 5.2 and 5.3. A comparison with the few data available in literature is displayed in these tables. The extrapolations ofdo and k are shown in Figures 5.6 to 5.9. Figure 5.11 displays the extrapolations of the shape factors WYof the different stars. Such an extrapolation was also done for the shape factors Ywhich o look very similar. Probably the most extensive series of investigations of shape factors Yin literature have been done so far by Zifferer in a series of papers [228, 229, 231]. Therefore, our obtained results are compared with these references in Table 5.4 on Page ( 94. ä Generally, the results in this table are in excellent agreement with the values obtained in the studies by Zifferer. The agreement of the good solvent data is better than for thechains. As for most data only finite chains were considered without extrapolation, there is less agreement with our results. Those values by Zifferer which were obtained by an extrapolation of chain lengths to å) are in better agreement with our data. This shows the importance of finite size effects for this quantity and the high quality of data of our simulation study. Extrapolations of data for Ywere o performed as well and look similar to the ones displayed in Figure The obtained results from these extrapolations forchains and athermal chains are
105 5.1 Simulation of stars 91 asphericity b good solvent N 1 f = 3 f = 4 f = 5 f = 6 f = 10 f = 12 f = 18 Figure 5.8: Extrapolated (² Ÿ ) asphericities { according to Eq. (2.26) for symmetric star polymers with Æ yøsygþ ÿ:/b5ÿ:e>and:/úin good sol ÅHž65y vent. ¾HbW b. asphericity b θ solvent N 1 f = 3 f = 4 f = 5 f = 6 f = 10 f = 12 f = 18 Figure 5.9: Extrapolated asphericities { according to Eq. (2.26) for symmetric star polymers with ÅjH6 ygæ yøsyêþ5ÿ:/b5y:/>and:úin aksolvent. ¾HbW þ ø. summarized in Table B.26 in the Appendix B. In this table, a comparison with simulation data by Zifferer [229] is done. There are some small deviations present in the third digit of most star data in this table. This can be explained however, by the fact that the obtained data in [229] were not extrapolated to infinite chain length. In general, the results show that the size and the shape of molecules are closely related to each other. The global dimensions of symmetric configurations are small, whereas unsymmetric conformations are of extended size. The shape asymmetry of starbranched chains decreases clearly with increasing arm number. The chainlength dependence of the asphericities is very weak as the extrapolation reveals. However, finite size effects become more dominant with increasing arm number. The quantity k exhibits the largest sensitivity to this effect. Interestingly, we find that except for thevarm star the star polymer in a good solvent is more spherical than in asolvent. This effect becomes stronger with increasing arm number. This is just the opposite behavior that was found for the asphericity of linear chains, cf. Fig on Page 76. Unlike the linear chain, the asphericity of a star increases with. The same change in thedependence from the linear chain to stars can be observed with the shape factors: While of linear chains decreases with and and 0increase (cf. Fig. 4.45), the opposite is true for stars. Also the dependence of the shape factors ( on chain length is much larger ä than for the different asphericities and this dependence increases with the number of arms. Hence, it appears, as if the influence of the topological constraint of a star, which ofð} S is given by the central core, is more important than any local effects which cause short linear chains to be stiffer. Because the influence of the star core diminishes in the limit å), the symmetry of starbranched chains decreases with chain length. Another interesting quantity is the scaling behavior ofd9.in [13] an exponent?ûwas determined for stars in asolvent. However, only stars with up to Ö.tarms were considered. Our simulation data are displayed in Figure 5.10 and we obtain the equations
106 92 Simulation results of branched chain systems δ athermal solvent Batoulis and Kremer θsolvent f Figure 5.10: Scaling of the asphericities of the stars with Å. In the athermal solvent, the chains are more spherical than the ones in aksolvent. This is an opposite behavior to that of the linear chains, cf. Fig The obtained scaling of for athermal chains in [13] is displayed as well. dò 0 0 (5.2) and for an athermal andsolvent, respectively. dò r (5.3)
107 5.1 Simulation of stars 93 good solvent θ solvent shape factor sf f = 3 f = 4 f = 5 f = 6 f = 10 f = 12 f = 18 shape factor sf f = 3 f = 4 f = 5 f = 6 f = 10 f = 12 f = N 1 good solvent N 1 θ solvent shape factor sf f = 18 f = 12 f = 10 f = 6 f = 5 f = 4 f = 3 shape factor sf f = 18 f = 12 f = 10 f = 6 f = 5 f = 4 f = shape factor sf N good solvent N 1 f = 18 f = 10 f = 12 f = 6 f = 5 f = 4 f = 3 shape factor sf N θ solvent f = 18 f = 12 f = 10 f = 6 f = 5 f = 4 f = N 1 Figure 5.11: Extrapolated shape factors of stars in the good andksolvent limit.
108 Ü!on 94 Simulation results of branched chain systems Table 5.4: Table of extrapolated shapefactors L'ÅV obtained in this work, compared with other publications. V Ü Þ t "!? Our study covers the largest range of arm numbers Å and all results were obtained by an (²±Ÿ² ) extrapolation.!tsøèè Û Reference!TSØè!$è!TSçtVWè!TSçt VV!TSçÞÞÜ$Þ!TSùÜ$Û!W!TSùÜ9è! good solvent this work!tsøè! Ü Zifferer ZiffererŠ 0?tVÛ!TSç ÜuEÜ!TSç Wè Ü$t!TSçV!s?V!TSçVTFè Û!TSçV TEÜ this work!tsu!wþwè Þ!TS?tÜu!TSU!$è Ü$!TSç Ü$ Wè!TSç Wè Ü$Þ "! ÜW!!TS? tt!tsçv!wvt?vü?ûû!?ûû!tsç!$è!?û!tsç!$è Zifferer ZiffererŠ!TSU!WÞÞV!TSU!WÞÞÞ!TSU!$è Ü$Û "!W!!TS EÜÜ$?ÛT!TSç!Wtt this work!tsçtû!w!tsu!$è Ü9è!TSçtÜu!TS "!s??û!tsçt!wtwè!tsçþü$!ts EÜ$tT!TSçÞTEÜ$Û!TS?ÛtV!TSç!$èÃ!TSçÞ!$è Û!TSùÜ$Þè Zifferer ZiffererŠ!TSØè tt!tsøè V solvent this work!tsç T!TSØè tü$t?ûû!tsç ÛÛ!TSçtÛ!WÞ!TSç ÞVWè!TSçtÜu?t!TSç Wè t!tsçþ t!tsçv!wþt!tsçþ!wtv!tsçv!wût!tsçv T Zifferer Zifferer 0!TS Fè ÜW! this work!tsu!wttþ!ts Fè T!TSç ÞtÛ!TSç ÜÜ!TSçVT"!!!TSç Zifferer Zifferer!TSU!WtVV!TSç!TSU!EÜ!TS "!s?þ!ts?vv!!ts VWè!TSç T this work Zifferer!TSU!WtÜ Zifferer [229]. MC simulation of stars of one single arm length  ü vüv ( ä å a tetrahedral lattice. Š [228]. Offlattice MC simulation of stars withmax Ü!on a tetrahedral lattice. The displayed results for the? arm stars were obtained by an ) extrapolation. [231]. MC simulation of stars withmaxß (?t!.no to performed.!tsçtfè!tsçþwèü!tsçþüþ!tsùü!tsùü9è!w!tsùü$ Û?tVV!TSç Ü$VWè!TSçt t!tsçt VWè!TSçt T?Þ!TSùÜ9èÃ"!!TSçt!TSç Wèè!TSç ÛÞ!!TSçV! ÜÜ!TSçV tû!tsùüv!tsçvteü!tsçv!?!tsçtè!tsçþt?ût!tsçþ!!wt!tsç Ût!TSçtV!TSçÞWè!TSç tþ!tsçv!wtwè!tsçvt?!tsu!ûû!tsu!vv!tsç ÞWè!TS "! Ü$Û "!WVÜ!TS?!$è!TS EÜ$ÞÜ?VÞÜ!TS Fè VWè!TS èã!ts Fè Ü Þ extrapolation ä å) was
109 5.1 Simulation of stars Scaling and branching factors of stars In this section we investigate the scaling properties of the simulated stars and calculate important branching factors, that can be used for comparisons with theory and experiments. In Figure 5.12 the scaling of nas a function of is displayed. From this doublelogarithmic plot one obtains the scaling exponents ofnfor stars with different numbers of arms. The linear chain is displayed as well, for which the largest chain lengths were simulated. Within the errors of the simulation, the exponents do not depend on the number of arms, as expected. The exponents are summarized in Table 5.5 and exhibit a reasonable agreement with theory. <R g 2> f = 2 f = 3 f = 4 f = 5 f = 6 f = 10 f = 12 f = vs.² of stars with different arm numbers Å. For comparison, the N Figure 5.12: LogLog plot of ±ÀÂ linear chain data (ÅH>)!TSçÞÛÛ V Ü Þ t "!? are displayed!tsçt!s as!tsçt!wv well.!tsçtteü!tsçttfè!tsçt!wv!tsçþûû!tsçt!s different arm numbers, including the linear chain ( ü ). In corrections areò. A Table 5.5: Obtained scaling exponentsöfor different numbers Å of star arms. In Figure 5.13 we plotted the corrections to scaling of the radius of gyration for the systems with Figure 5.14 we demonstrate, that these plot with exponents and Ì led to worse correlation coefficients. The best linear fit of all data points was obtained with ( the ä Ì exponent shown in Figure In a latticemc simulation study [13] there were no corrections to scaling ofnon a fcclattice. Having determined the corrections to scaling ofn, a linear regression analysis of the values of the branching factorõ1 for chains of different lengths vs. allows to give an extrapolated estimation ofõfor a given topology in the limit å). This has been done in Figures 5.15 and 5.16 for two limiting solvent qualities, the athermal solvent and thesolvent. Obviously, in both solvents, the data points exhibit only very small deviations which display the excellent quality of our obtained data. 1 For the definition of the branching factor ³, see Section on Page 10.
110 96 Simulation results of branched chain systems 0.3 >/N 2ν <R g f = 2 f = 3 f = 4 f = 5 f = 6 f = 10 f = 12 f = N Figure 5.13: Corrections to scaling of ±'À different arm numbers Å. Good solvent limit. ¾{Hb$ b. ö)hnbw ùø?ú ú. >/N 2ν <R g f = 2 f = 3 f = 4 f = 5 f = 6 f = 10 f = 12 f = N 1 ±À Figure 5.14: Corrections to scaling of vs:ed ². For clarity, the smallest data point of the linear chains (ÅHN>,²}HNø?b) is not displayed. ¾HbW b.öðhb$ ø ø?ú.
111 5.1 Simulation of stars 97 good solvent g f = 3 f = 4 f = 5 f = 6 f = 10 f = 12 f = N 1 Figure 5.15: Extrapolated factors of stars in the good solvent limit. ¾HbW b. θ solvent g f = 3 f = 4 f = 5 f = 6 f = 10 f = 12 f = N 1 Figure 5.16: Extrapolated factors of stars in aksolvent limit. ¾HbW þ ø.
112 98 Simulation results of branched chain systems The extrapolated values ofõare displayed in Figures 5.17 and 5.18, again for asolvent and the good solvent case, respectively. A comparison with data available in literature is displayed in these figures as well. Our simulation data ofchains in Figure 5.17 reveal that the mean dimensions ofstars, expressed in the ratioõ)} of branched to linear chains, are greater than predicted by the RW }tü theory. Additionally, the ratioõs} is always larger thanõ, cf. Figure 5.18 and the corresponding tables. The observed deviations grow with increasing arm number. This is also seen with experimental data of PIP and PS insolvents. Note that the deviations from the ZimmStockmayer approach tend to occur for ÝâüÞ. For our largest considered star, the deviation from RW theory is aboutþ!só. For polybutadiene stars [171] the deviation has increased to "!!só (õ }jž!tsu!wû in the experiment compared to!tsu! Ü$tof RW theory). Many previous simulations were done with only a few arm numbers and did not exhibit this effect as clear as our simulation data. For large arm numbers the experimental data ofõ} scatter considerably, indicating that these ratios may no longer be universal numbers for larger arm numbers. g θ This work (θ solvent) Batoulis and Kremer Freire et al PS in cyclohexane PIP in dioxane Meunier et al Roovers & Bywater Zilliox 0.1 Zimm & Stockmayer Myake & Freed Scaling Theory f Figure 5.17: Extrapolated factors of stars in aksolvent, obtained in this work, compared with theory, experiments and other simulations. ¾HãbW þ ø. Scaling theory, RW theory and RG calculations are presented. Two other simulation studies are displayed. In our study we used longer chains and more arms than most previous investigators. Experimental values of PIP and PS are displayed as well. The experimental data by Zilliox were obtained with multibranched starlike chains with arm numbers ÅHNúW Uý y:bw Uý y:/>w 6and:/øW 6. At thetemperature, by definition, twoarm attractions are effectively canceled. Therefore, the experimental findings along with the results of simulations suggest that residual manybody interactions become relevant for manyarm stars because of the overcrowded core. In particular, threebody repulsions among three atoms on three different arms are inherently noncompensated by twobody attractions, since no intermolecular counterpart exists. If two or three atoms belong to the same arm, they can be included in a coarser grained description, and the interaction reduces to an effective twobody interaction. No such renormalization is possible if the three atoms belong to to three different arms. As a result, the star has a finite expansion and one always hasõ}=z õ. It has long been observed that theõratio for experimental good solvent systems closely coincide with the predictions of Gaussian chain statistics, see Figure Further amplification of this ob
113 5.1 Simulation of stars 99 Table 5.6: Table of extrapolated!tsøèèè t V Ü Þ t "!? factors of stars in aksolvent, obtained in this work, compared to other publications.!tsøè Û!TSçtÜ$V!!TSçÞÞÜÜ!TSùÜ$ÛÞÜ!TSçVÜ9è!!TSçVT?ÞÛ!TSç VÛ Reference this work!tsøè ÛÞ!TSùÜ$Û!TSçVV!TSç T Batoulis and Kremer Freire et alš Zimm and Stockmayer!TSØèè Myake and Freed!TSçtÜ!TSçt!TSùÜ$t!TSùÜ$V!TSùÜ9è!TSçVV!TSç Û { Experiments Experiments Experiments Experiments [13]. MC simulations on a fcclattice. Š [76]. MC offlattice simulations with A ÞÞ. Theory in the framework of Gaussian models for stars with infinitely long arms. Renormalization group results according to Eq. (2.16). [167]. Atactic PS in cyclohexane atvüssçþ. C. [169]. Atactic PS in cyclohexane atvüssçþ. C. [15]. Polyisoprene in dioxan atvü. C. [140]. Atactic PS in cyclohexane atvüssçþ. C. [166]. Atactic PS in cyclohexane atvüssçþ_. C.!TSçt Þ!TSçÞÞ!TSçÞ!!TSùÜÜÜ!TSç!!TSç Vt!TS {?t!!tsçt!tsçþwè ÛÛ {!TSçÞT?ÛV!TSçVÛÜ$!TSçVTEÜ!TSçttt!TSçVt!TSùÜ$t!TSç Wè tv!tsç This work (θ solvent) This work (athermal solvent) Batoulis et al PS in Toluene Zimm & Stockmayer Scaling Theory g f Figure 5.18: Extrapolated factors of stars in a good solvent, obtained in this work, compared with theory, experiments and other simulations. ¾mHÝbW b. For comparison, the obtained factors in aksolvent along with scaling theory are displayed as well. Our simulation study used larger arm lengths Å than almost all previous studies. It is interesting that the simulation of the athermal solvent follows the curve of the RW theory almost perfectly, whereas thekchains are more expanded.
114 ä å) 100 Simulation results of branched chain systems V Ü Þ t "!? Table 5.7: Table of extrapolated factors of stars in an athermal solvent, obtained in this work, compared to other publications. Reference!TSØè tt!tsøèè!!tsøè tv this work!tsçt!wû!tsùü$vt!tsç Wè Ü!TSç VÜ Experiments!TSØèè Batoulis and Kremer Zifferer Rey et al!tsçt!!tsçtt!tsçþ!wû!tsùü$vtû!tsç t V!TSç V T!TS?ÞWèÃ!TSùÜ$t!TSùÜ$VÛ { {!TSç TFè!TSçtÞŠ!TSùÜÜ!TSç Ü$V!TSç!!TSçÞ!!TSç [15]. Bauer et al. PS in Toluene. Š [166]. Roovers and Bywater. PS in Toluene. [167]. Roovers and Bywater. PS in Toluene. [169]. Roovers et al. PS in Toluene. [168]. Roovers and Toporowski. PS in Toluene. [13]. MC simulation results on a fcclattice with A "!!. [226]. MC simulation on a tetrahedral lattice. [163]. MC simulation of very short arm lengths A ÞÞ. servation is provided by the RG group calculations by Douglas and Freed [61] and by simulations. RG calculations by Myake and Freed [144] showed, that chains are more expanded with increasing due to the excluded volume in the inner region, rather than in the outer region where each chain end behaves almost like a linear chain end. Application of the RG theory should be restricted to few arm numbers, as the perturbation of the excluded volume interaction, relative to a linear chain becomes large for manyarm systems, so that RG theory no longer provides a useful description. The large limit needs to be treated by separate methods such as meanfield theory [223] or scaling theory [52]. In the DaoudCotton blobtheory [52], one introduces a model with a central closepacked core. Then one invokes a surrounding inner region where the chains are unextended because of screening of the excluded volume due to the higher segmental density. In the outer region the chains are assumed to be swollen because of the geometrical conditions on the blob size with an increase in the distance from the star center. This model predicts that in the limit of large and large with á Ì for asolvent and R!TSçtfor selfavoiding chains in a good solvent. The usefulness of scaling theory is limited by the uncertainty in the prefactor. In our simulations, in the large limit we obtain prefactors of SçtÞand SU!Wtin the good andsolvent, respectively. Both prefactors are smaller than predicted by theory for the ( limit. In [62] a modified version of the classical twoparameter Flory theory [223] is given which derives the DaoudCotton scaling result forõalong with the prefactor as õò Ä 0?Æ (5.4) õjá SçÛÜþ Ä uf z Æforäæå (5.5) MC simulation estimates of Wittington et al [222] and of Barrett and Tremain [12] deduced a prefactor of Stand SV, respectively. Another meanfield calculation by Di Marzio and Guttman
115 ò " 5.1 Simulation of stars 101 Table 5.8: Table of extrapolated µ factors of stars in a good solvent, obtained in this work, compared to other publications.!tsçût V Ü Þ t "!? Reference!TSçÛVV!TSçÛ this work!tsþ?þ!tsøè V!TSçtÛ!TSçÛ!TSè!TSè {!TSçÞ { Batoulis and Kremer Experiments Experiments Experiments [13]. MC simulations on a fcclattice. Š [167]. Roovers and Bywater. PS in toluene atvþ_. C. [168]. Roovers and Toporowski. PS in toluene atvþ. C. [169]. Roovers et al. PS in toluene atvþ. C. [15]. Bauer et al. PI in toluene atvþ. C. [100]. Huber et al. PS in toluene atvþ. S C. [170]. Roovers et al. PBd in dioxane at t. C. [134] which is based on geometrical arguments obtained a prefactor of SØè Ü. In [77] a prefactor of?þwas obtained forchains by a fit to PIP experimental results. The insensitivity ofõto excluded volume (above thepoint) can be understood in RG theory. In [61] it is shown by Douglas and Freed that an arbitrary radial polymer property, scaling as, has a universal scaling function as a function of excluded volume { {!TSçÛVŠ!TSt!TSØè!!TSçt!TSçÛ!TSØè V!TSV!TSçtÜ!TSØèè!TSçt J ¹_ n r"ù p!$   "º!$ Ê»¹º where nr"is the radius of gyration of a Gaussian chain and ¹ is a prefactor obtained by Ù where by definition "º. (5.6) calculating in the Gaussian chain limit, where the excluded volume parameter vanishes and and»¹ º Ù The function "º depends only on and the power of the radial property and contains most of the excluded volume dependence. The function»¹çº depends on the details of the particular measure of the mean dimensions on the branching architecture and varies only weakly with excluded volume. The crucial point is, that by forming a dimensionless õs¹ratio between measures of polymers for a branched and ¹v linear polymer at the same molecular weight, one obtains ( branchedì linear }»¹º linear$õ. (5.7) withõ. ¹á5õS¹Çº Ù Š!$. Thus, volume, i.e. the "Tº branchedì»¹çº the predominant contribution to the variation of with excluded factor, exactly cancel when forming the ratioõ¹. The remaining ratio of the function represents the variation of ¹ due to a variation of branching architecture, and this ratio is even more slowly varying than is either ¹Çº or ¼¹Çº branched linear alone. This insensitivity is predicted to apply to a wide class of dimensionless ratios of the typeõ1¹ [61]. ^ branchedì^  Another quantity that is often considered is the ratio of starbranched and linear polymers (of the same molecular weight ` was calculated by Stockmayer and Fixman for a RW chain as [189]: linear of diffusion coefficients ). The theoretical value of
116 102 Simulation results of branched chain systems h 0.7 This work (θ solvent) Huber et al PS in toluene RW theory This work (good solvent) Batoulis and Kremer PS in cyclohexane PIP in toluene f obtained in this work, compared with theory, experiments and other simulations. Open symbols are experimental data. Figure 5.19: (²Ÿ ) extrapolated µ factors of stars in good (¾Hb$ b) andksolvent (¾{HNbW þ ø), Table 5.9: Table!TSçÛÞWè V Ü of extrapolated!tsçû! Þ t "!? µ factors of stars in aksolvent, obtained in this work, compared to other publications. Reference this work!ts!tsþt!tsøè ÞÞ!TSØè!WÞ!TSçtT?!TSçÛV!TS!TSØèè {!TSçÛT {!TSØè V Freire et al Rey et alš (!TS Experiments Experiments [76]. MC simulations with very short chains A Š [163]. MC simulations. [167]. Roovers and Bywater. PS in cyclohexane atvþ. C. [168]. Roovers and Toporowski. PS in cyclohexane atvþ. C. [169]. Roovers et al. PS in cyclohexane atvþ. C. [100]. Huber et al. PS in cyclohexane atvþ. C. [170]. Roovers et al. PBd in dioxane at t. C. {!TSçÛÜ5!TSÛ!TSY!TSØè t!tsy!tsøè ÞÞ).
117 e RW> í m Fgï S e 5.1 Simulation of stars 103 (5.8) In simulations, the parameter can be calculated in a different way as a ratio of appropriate hydrodynamic radii:  ) ) branched linear (5.9) Experimental values of andõare substantially higher than the corresponding RW calculations. Theoretical predictions of the ratios (andõ) in the good solvent limit are very difficult because of two ( effects, excluded volume and hydrodynamic interactions between segments of the chain, should be considered. The former effect may be treated by the RG theory [143]. However, the expansion method sometimes produces erroneous results because of its poor convergence. Figure 5.19 displays our simulation results for, obtained by an extrapolation of the data to äqå). Both, the good andsolvent are displayed. Our data exhibit again, that thechains are more swollen than the chains in a good solvent. values of both solvents are always larger than the ones of RW theory. This effect increases with larger arm number. Again, our simulation data exhibit this effect much clearer than most previous MCsimulations of only a few arms. The deviations from experimental PS data are increasing with larger arm number. However, the scatter between different e  experimental data of the same solvent/polymer systems an is large. We also calculated the dimensionless ratio ) Á (5.10) e  ¹V for all simulated stars. For random walks» ½ F½ one obtains j FB¾ V (5.11) Ó5 In Figures 5.20 and 5.21 we demonstrate that the leading exponent in the corrections to scaling for)is Ó p\fnot only for linear chains, but also for stars. Both figures display the same data, plotted vs. ÓßC\Fand Ì. ( ä å For all star arms we determined a higher correlation coefficient of a linear regression when using the exponent Ó7 \F. This finding is summarized in Table We obtained our values by an extrapolation of the data to ), plotted vs., using the leading exponent in the corrections to scaling. These extrapolations are displayed in Figures 5.22 and 5.23 for all simulated arm numbers. The linear chain data are included again for comparison. All obtained extrapolated values for are finally plotted in Figure 5.24 in comparison with other simulations, RW theory and experiment. The agreement with MCsimulations on a lattice by Batoulis and Kremer is reasonable, but their values are systematically too low. The agreement of RW theory
118 104 Simulation results of branched chain systems > 1 > N ν <R h f = 2 f = 3 f = 4 f = 5 f = 6 f = 10 f = 12 f = N (ν 1) Figure 5.20: Corrections to scaling of 8 for different topologies with an exponent â For comparison, the linear chain is displayed as well. ¾{HNbW b. ùø?ú ú. <R h 1 > 1 N ν f = 2 f = 3 f = 4 f = 5 f = 6 f = 10 f = 12 f = â H N 1/2 Figure 5.21: Corrections to scaling of 8 for different topologies with an exponent <Ç:"D?>,ö)HNbW ùø?ú ú. For comparison, the linear chain is displayed as well.
119 5.1 Simulation of stars 105 good solvent > 1 > 1/2 /<R h 1 <R g f = 2 f = 3 f = 4 f = 5 f = 6 f = 10 f = 12 f = N (ν 1) Figure 5.22: Extrapolated ratios l of stars in a good solvent with ¾ HãbW b. The stars become increasingly compact with the number of arms. For comparison, the linear chain ÅHN>is displayed as well. θ solvent > 1 > 1/2 /<R h 1 <R g f = 2 f = 3 f = 4 f = 5 f = 6 f = 10 f = 12 f = N ( 1/2) Figure 5.23: Extrapolated ratios l of stars in aksolvent. ¾Hb$ þø. The stars become increasingly compact with the number of arms. For comparison, the linear chain ÅHN>is displayed as well.
120 e e!tsu!!!wþ!tsu!!w e. C!TSU!!W!TSU!!W e 106!TSùÜW!Wt CÝ!TSU!!WÞ Simulation results of branched chain systems CÝ!TSU!!W!TSçVT!TSU!! Ü % C!TSU!sEÜ!TSU!WV!TSU!!s A B Ž. %.?V 2!TSç Wè Þ! CÝ!TSU!!!s!TSçV!WVÛˆC!TSU!!!WV!TSU!! Ü C!TSçÞV !TSçV!ˆC!TSçV! !TSçVVT C !TSçVTEÜ C!TSùÜ$t C!TSç ÛWè V CÝ!TSU!!!!TSç VWèˆCÝ!TSU!! Ü!TSç ÛiC!TSU!! Ü!TSU!!WV !TSçV ÛiC!TSç ÞWèˆCÝ!TSU!!!!TSç V CÝ!TSU!!W!TSç!ˆC!TSU!!s!TSç T!TSU!!W !TS!TS!TSU!!s!TSç ÛWèDC!TS Fè!TSU!!W!TSç VÛiC!TSU!!WV!TSç T!TSU!!W!TS!TSU!!WV C ?tiC ? C ?tÜ C "!WÞ C !TSç tv C "!WtiC !TS EÜ$t C ÛiC Table 5.10: Quality of a linear regression of the data displayed in Fig and 5.21 with an exponent of âáhl8 ß³ÂÁ ) vs. â cß³âác). The correlation coefficient2is in all cases larger for an exponent â H 8(ö=< tühc !TSç Vt C with the good solvent data is much better than with thesolvent data. For large arm numbers, the simulation data reach a value which indicates a shape of the stars that corresponds ( ä to a compact structure. However, there is a striking deviation of our simulation data with experimental data on PS in asolvent, which exhibits a much lower value. Also, data obtained from very early MCsimulations in the 1980 s by Freire et al and Rey et al exhibit huge deviations. Neither in these simulations, nor in the experiments ( however, were the results extrapolated to å) in the way as we suggest above. Due to the extremely slow convergence ofto the asymptotic scaling behavior, these deviations arise. Our simulations, to the best of our knowledge, are the first ones which obtained data for of manyarm stars in an extrapolation to infinite chain lengths, that takes into account the correct leading exponent ) in the corrections to scaling. As conclusion, we have presented a detailed analysis of stars with a variety of different arms. In our study, we obtained data with higher precision and for more star arms than in most previous investigations. Important results of our starsimulations are: Thepoint of stars for the exploited simulation model is not shifted within the accuracy of the simulation data. The finite size effects of asphericities and shape parameters become more dominant with the arm number. The behavior of shape factors and asphericities is just opposite to that of linear chains. The asphericity of a star increases with the degree of polymerization. ò \F The compactness of stars, expressed in the asphericity parameters, increases with arm number. The asphericity of stars in asolvent is larger than in a good solvent. accordance with Ó in also for manyarm stars. Due to the slow convergence ofto the asymptotic scaling behavior, the branching ratio The leading exponent Ó in the corrections to scaling ofis of experimental systems and all previous simulations of manyarm stars show huge deviations from our obtained simulation data. We argue that one should extrapolate obtained data in the way we suggested above to correct for finite size effects. There is a decrease ofõand upon chain expansion when going fromto good solvent stars which is explained in RG theory. One can understand this basic trend as arising from the
121 5.1 Simulation of stars 107 ρ This work (good solvent) Batoulis and Kremer Rey et al This work (θ solvent) Freire et al PS in cyclohexane RW theory 0.80 l Figure 5.24: Plot of the ratio ±IÀIÂ simulation data and the open symbol represents experimental PS data. f?ba ÀDæ 8 Â vs. arm number Å. Filled symbols represent decreasing influence of ternary interactions on the mean dimensions. This has been seen in previous simulation studies of few arm numbers and also in experiments, but our data of many armstars exhibit this effect more distinct.
122 ) ƒ ÿo 108 Simulation results of branched chain systems 5.2 Simulation of other branched topologies In this section the influence of branching on the static properties of a variety of chains with different topologies is investigated Introduction When introducing branching, starting from a linear chain, the effect of a nonlinear connectivity tree is governed by both, the number of additional side branches attached to the initial linear backbone chain and the specific location on the backbone where these side chains are attached. In industrial polymer production, anionic polymerization is an example of an important process which produces branches with a very narrow MWD which, for all practical purposes, is equal to C SU!.A postpolymerization involving the still active chain ends can then be performed to produce branched polymers with a predetermined number of arms [164]. These species of polymers are excellent model compounds for testing theories and simulations, as was demonstrated in the previous section on star polymers. However, in many polymerization processes, the occurrence of branched polymers in a random fashion is common. E.g., the highpressure polymerization of LDPE leads to shortand longchain branching in the resulting product. The polymerization process is a radicalchainpolymerization, usually initiated by an Oxide or Peroxide, and the occurrence of mainly uncontrollable chain transfer reactions leads to the typical Ethyl and Butyl side chains of LDPE. In [194], two industrially produced samples of LDPE in a good solvent (Iupac Alpha and NBS 1476) where investigated by light scattering and a GPC analysis. In this investigation, several typical quantities describing the degree of branching where determined. Besides the branching parameterõas defined in Eq on Page 11, the analogous quantity õv, Y kˆÿ S (5.12) ; ;k¾, ) was measured. From the knowledge of these two quantities, the exponent k of the equationõqv=õ was calculated. The figures displaying these quantities have been obtained from [194] and are displayed in Figure GPC experiments in principle give little to no insight into the kind of branching that is present in a polymer sample, because the equilibration of the GPCcolumns is usually done with linear polymer standards. With light scattering methods on the other hand, one is restricted to systems where one still has enough contrast for receiving signals in order to resolve the branched structures. For these two industrial polymer samples, it was argued that there are probably only a few branches every few thousand repeat units along the backbone and therefore light scattering fails to give further insight into the exact structure. However, from the knowledge of dimensionless branching parameters, such asõandõ v, it is possible to perform simulations of sample topologies of chains and compare the experimentally determined branching parameters with the ones obtained in simulations. Hence, by performing simulations of various welldefined topologies of chains, one obtains information as to what kind of branching might be prevalent in the above polymer samples. This simulation study not only tests the assumption of the above LDPE samples having a structure which corresponds to a long backbone chain and several short or long side chains, but it also gives a set of reference data for a variety of different interesting topologies which are useful for further experimental studies in this direction.
123 5.2 Simulation of other branched topologies g, g b b g, g g b b g g log M 0.2 g log M Figure 5.25: Several branching indices of two samples of industrially produced LDPE. Displayed are the branching parameters and 5Ã and the exponent { of the relation 5Ã¼HÄ [. Left: Iupac Alpha sample. Right: NBS 1476 sample. Figure taken from from [194] Description of the branched topologies Two particular classes of topologies were chosen for this study of branching effects that are, on the one hand, nontrivial, but on the other hand, allow for a systematic variation of parameters that govern the connectivity of monomers. The first class of topologies, see Figure 5.26, focuses on the number of arms added to a backbone chain of constant length. Starting from a star polymer with àšvarms, ( ä one arm is then splitted in two halves of equal length and attached to the same backbone in a symmetric manner. This procedure then continues, yielding polymer chains with two, four and ten side chains attached to a backbone chain of constant length. Three different chain lengths were simulated for this kind of topology in order to allow for an extrapolation of the measured properties to å). The above described branched topology can be characterized by two parametersx% and. The former is the number of monomers in a side chain and the latter is the monomer distance between consecutive side chains along the main backbone. For each branched structure all side chains have the same number of monomersx and the distance is taken to be constant. The respective parameters are displayed in Table Topology star (Ö.V) side2 Hmolecule side4 side10 Parameters X / / X / / X / / X / / X / / N = / 0 / / 67 / / 99 / / 40 / / 17 / 33 N = / 0 / / 133 / / 199 / / 79 / / 36 / 33 N = / 0 / / 199 / / 299 / / 119 / / 54 / 44 Table 5.11: Values of topological parameters for the first category of branched structures. The length of the sidearmszxå and the arm distance Æ along the main chain are displayed for the three different simulated chain lengths². Additionally, the percentage of monomers of the whole molecule that are contained in side chains Ç Å is displayed. See Figure 5.26 for an explanation of the topology. The second investigated class of topologies keeps the number of branches constant, only shifting them along the backbone, see Figure 5.27.
124 110 Simulation results of branched chain systems We started out with a fourarm star polymer and then shifted the arms apart along the backbone chain. By performing this procedure, we investigate a transition from a star polymer to a linear chain. One detail has to be taken into account, when performing this procedure: As a backbone of a branched polymer chain one considers that part of the chain which has the largest number of consecutively linked monomers with each monomer having two bonds connecting it with two direct neighbors (except for the first and last monomer). By shifting the side chains apart, according to the procedure described above, one changes the monomer connectivity in such a way, that a different subchain of monomers becomes a new backbone chain. This is illustrated in Figure l s 2 l s l s m l = N/6 s N/6 m = N/3 N/6 l s m l s m Figure 5.26: Schematic pictures (left) and snapshots (right) of the simulated branched topologies according to Table The snapshots are taken from systems with² Hž6 bw:and ¾ H b$ b. Starting from the top with a threearm star, the redcolored side chain is splitted in two individual arms of equal length, leading to a backbone chain with two arms attached to it at equal distances from the center. Additionally, the topology of a socalled Hpolymer has been modeled. Then the branching process continues, again dividing each side arm into two parts of equal length, resulting in a backbone chain with four and ten side chains, respectively. Table 5.12 gives an overview of the parameters characterizing the second class of branched systems. For this topology, four different chain lengths were simulated in order to detect possible finite
Physics 9e/Cutnell. correlated to the. College Board AP Physics 1 Course Objectives
Physics 9e/Cutnell correlated to the College Board AP Physics 1 Course Objectives Big Idea 1: Objects and systems have properties such as mass and charge. Systems may have internal structure. Enduring
More informationState of Stress at Point
State of Stress at Point Einstein Notation The basic idea of Einstein notation is that a covector and a vector can form a scalar: This is typically written as an explicit sum: According to this convention,
More informationChapter 37  SANS FROM POLYMER SOLUTIONS
Chapter 37  SANS FROM OLYMER SOLUTIONS Soluility is a determining factor in the synthesis, mixing aility and enduse of polymers. A general model for descriing soluility (Flory, 1953) is discussed here
More informationIndiana's Academic Standards 2010 ICP Indiana's Academic Standards 2016 ICP. map) that describe the relationship acceleration, velocity and distance.
.1.1 Measure the motion of objects to understand.1.1 Develop graphical, the relationships among distance, velocity and mathematical, and pictorial acceleration. Develop deeper understanding through representations
More informationphys4.17 Page 1  under normal conditions (pressure, temperature) graphite is the stable phase of crystalline carbon
Covalent Crystals  covalent bonding by shared electrons in common orbitals (as in molecules)  covalent bonds lead to the strongest bound crystals, e.g. diamond in the tetrahedral structure determined
More informationInsight Into Chain Dimensions in PEO/Water Solutions
Insight Into Chain Dimensions in PEO/Water Solutions BOUALEM HAMMOUDA, DEREK L. HO Center for Neutron Research and Polymers Division, National Institute of Standards and Technology, 100 Bureau Drive, Gaithersburg,
More informationBoltzmann Distribution Law
Boltzmann Distribution Law The motion of molecules is extremely chaotic Any individual molecule is colliding with others at an enormous rate Typically at a rate of a billion times per second We introduce
More informationEðlisfræði 2, vor 2007
[ Assignment View ] [ Pri Eðlisfræði 2, vor 2007 28. Sources of Magnetic Field Assignment is due at 2:00am on Wednesday, March 7, 2007 Credit for problems submitted late will decrease to 0% after the deadline
More informationStatistical Mechanics, Kinetic Theory Ideal Gas. 8.01t Nov 22, 2004
Statistical Mechanics, Kinetic Theory Ideal Gas 8.01t Nov 22, 2004 Statistical Mechanics and Thermodynamics Thermodynamics Old & Fundamental Understanding of Heat (I.e. Steam) Engines Part of Physics Einstein
More informationChapter 7: Polarization
Chapter 7: Polarization Joaquín Bernal Méndez Group 4 1 Index Introduction Polarization Vector The Electric Displacement Vector Constitutive Laws: Linear Dielectrics Energy in Dielectric Systems Forces
More information4. Thermodynamics of Polymer Blends
4. Thermodynamics of Polymer Blends Polymeric materials find growing applications in various fields of everyday life because they offer a wide range of application relevant properties. Blending of polymers
More informationPolymers: Introduction
Chapter Outline: Polymer Structures Hydrocarbon and Polymer Molecules Chemistry of Polymer Molecules Molecular Weight and Shape Molecular Structure and Configurations Copolymers Polymer Crystals Optional
More informationViscoelasticity of Polymer Fluids.
Viscoelasticity of Polymer Fluids. Main Properties of Polymer Fluids. Entangled polymer fluids are polymer melts and concentrated or semidilute (above the concentration c) solutions. In these systems polymer
More informationModern Construction Materials Prof. Ravindra Gettu Department of Civil Engineering Indian Institute of Technology, Madras
Modern Construction Materials Prof. Ravindra Gettu Department of Civil Engineering Indian Institute of Technology, Madras Module  2 Lecture  2 Part 2 of 2 Review of Atomic Bonding II We will continue
More informationDYNAMIC LIGHT SCATTERING COMMON TERMS DEFINED
DYNAMIC LIGHT SCATTERING COMMON TERMS DEFINED Abstract: There are a number of sources of information that give a mathematical description of the terms used in light scattering. However, these will not
More informationThe Role of Electric Polarization in Nonlinear optics
The Role of Electric Polarization in Nonlinear optics Sumith Doluweera Department of Physics University of Cincinnati Cincinnati, Ohio 45221 Abstract Nonlinear optics became a very active field of research
More informationChapter 2. Atomic Structure and Interatomic Bonding
Chapter 2. Atomic Structure and Interatomic Bonding Interatomic Bonding Bonding forces and energies Primary interatomic bonds Secondary bonding Molecules Bonding Forces and Energies Considering the interaction
More information1. Fluids Mechanics and Fluid Properties. 1.1 Objectives of this section. 1.2 Fluids
1. Fluids Mechanics and Fluid Properties What is fluid mechanics? As its name suggests it is the branch of applied mechanics concerned with the statics and dynamics of fluids  both liquids and gases.
More informationHeating & Cooling in Molecular Clouds
Lecture 8: Cloud Stability Heating & Cooling in Molecular Clouds Balance of heating and cooling processes helps to set the temperature in the gas. This then sets the minimum internal pressure in a core
More information7. DYNAMIC LIGHT SCATTERING 7.1 First order temporal autocorrelation function.
7. DYNAMIC LIGHT SCATTERING 7. First order temporal autocorrelation function. Dynamic light scattering (DLS) studies the properties of inhomogeneous and dynamic media. A generic situation is illustrated
More informationNMR and IR spectra & vibrational analysis
Lab 5: NMR and IR spectra & vibrational analysis A brief theoretical background 1 Some of the available chemical quantum methods for calculating NMR chemical shifts are based on the HartreeFock selfconsistent
More information6 J  vector electric current density (A/m2 )
Determination of Antenna Radiation Fields Using Potential Functions Sources of Antenna Radiation Fields 6 J  vector electric current density (A/m2 ) M  vector magnetic current density (V/m 2 ) Some problems
More informationFundamentals of grain boundaries and grain boundary migration
1. Fundamentals of grain boundaries and grain boundary migration 1.1. Introduction The properties of crystalline metallic materials are determined by their deviation from a perfect crystal lattice, which
More informationChapter 22: Electric Flux and Gauss s Law
22.1 ntroduction We have seen in chapter 21 that determining the electric field of a continuous charge distribution can become very complicated for some charge distributions. t would be desirable if we
More informationThe Quantum Harmonic Oscillator Stephen Webb
The Quantum Harmonic Oscillator Stephen Webb The Importance of the Harmonic Oscillator The quantum harmonic oscillator holds a unique importance in quantum mechanics, as it is both one of the few problems
More informationPHASE TRANSITIONS IN POLYMERIC AND MICELLAR SYSTEMS
PHASE TRANSITIONS IN POLYMERIC AND MICELLAR SYSTEMS Summer School on Neutron Scattering and Reflectometry NG3 SANS Team NIST Center for Neutron Research June 37, 008 ABSTRACT SmallAngle Neutron Scattering
More informationMean Field Flory Huggins Lattice Theory
Mean Field Flory Huggins Lattice Theory Mean field: the interactions between molecules are assumed to be due to the interaction of a given molecule and an average field due to all the other molecules in
More information4.3 Results... 27 4.3.1 Drained Conditions... 27 4.3.2 Undrained Conditions... 28 4.4 References... 30 4.5 Data Files... 30 5 Undrained Analysis of
Table of Contents 1 One Dimensional Compression of a Finite Layer... 3 1.1 Problem Description... 3 1.1.1 Uniform Mesh... 3 1.1.2 Graded Mesh... 5 1.2 Analytical Solution... 6 1.3 Results... 6 1.3.1 Uniform
More informationMASTER OF SCIENCE IN PHYSICS MASTER OF SCIENCES IN PHYSICS (MS PHYS) (LIST OF COURSES BY SEMESTER, THESIS OPTION)
MASTER OF SCIENCE IN PHYSICS Admission Requirements 1. Possession of a BS degree from a reputable institution or, for nonphysics majors, a GPA of 2.5 or better in at least 15 units in the following advanced
More informationSolving Simultaneous Equations and Matrices
Solving Simultaneous Equations and Matrices The following represents a systematic investigation for the steps used to solve two simultaneous linear equations in two unknowns. The motivation for considering
More informationSubAtomic Physics Nuclear Physics
SubAtomic Physics Nuclear Physics Lecture 4 Main points of Lecture 3 Strong and coulomb interaction processes conserve angular momentum and parity External properties 1) Charge number of protons (ze) 2)
More informationPhysics Notes Class 11 CHAPTER 13 KINETIC THEORY
1 P a g e Physics Notes Class 11 CHAPTER 13 KINETIC THEORY Assumptions of Kinetic Theory of Gases 1. Every gas consists of extremely small particles known as molecules. The molecules of a given gas are
More informationChapter 18 Statistical mechanics of classical systems
Chapter 18 Statistical mechanics of classical systems 18.1 The classical canonical partition function When quantum effects are not significant, we can approximate the behavior of a system using a classical
More informationScience Standard Articulated by Grade Level Strand 5: Physical Science
Concept 1: Properties of Objects and Materials Classify objects and materials by their observable properties. Kindergarten Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 PO 1. Identify the following observable properties
More informationThe Kinetic Theory of Gases Sections Covered in the Text: Chapter 18
The Kinetic Theory of Gases Sections Covered in the Text: Chapter 18 In Note 15 we reviewed macroscopic properties of matter, in particular, temperature and pressure. Here we see how the temperature and
More informationWhite Dwarf Properties and the Degenerate Electron Gas
White Dwarf Properties and the Degenerate Electron Gas Nicholas Rowell April 10, 2008 Contents 1 Introduction 2 1.1 Discovery....................................... 2 1.2 Survey Techniques..................................
More informationElastic Properties of Polymer Melts Filled with Nanoparticles
Elastic Properties of Polymer Melts Filled with Nanoparticles Helmut Münstedt and Christian Triebel Citation: AIP Conf. Proc. 1375, 21 (211); doi: 1.163/1.364479 View online: http://dx.doi.org/1.163/1.364479
More informationNEW MEXICO Grade 6 MATHEMATICS STANDARDS
PROCESS STANDARDS To help New Mexico students achieve the Content Standards enumerated below, teachers are encouraged to base instruction on the following Process Standards: Problem Solving Build new mathematical
More information10.7 Kinetic Molecular Theory. 10.7 Kinetic Molecular Theory. Kinetic Molecular Theory. Kinetic Molecular Theory. Kinetic Molecular Theory
The first scheduled quiz will be given next Tuesday during Lecture. It will last 5 minutes. Bring pencil, calculator, and your book. The coverage will be pp 36444, i.e. Sections 0.0 through.4. 0.7 Theory
More information11.1. Objectives. Component Form of a Vector. Component Form of a Vector. Component Form of a Vector. Vectors and the Geometry of Space
11 Vectors and the Geometry of Space 11.1 Vectors in the Plane Copyright Cengage Learning. All rights reserved. Copyright Cengage Learning. All rights reserved. 2 Objectives! Write the component form of
More informationVARIANCE REDUCTION TECHNIQUES FOR IMPLICIT MONTE CARLO SIMULATIONS
VARIANCE REDUCTION TECHNIQUES FOR IMPLICIT MONTE CARLO SIMULATIONS An Undergraduate Research Scholars Thesis by JACOB TAYLOR LANDMAN Submitted to Honors and Undergraduate Research Texas A&M University
More informationMatter, Materials, Crystal Structure and Bonding. Chris J. Pickard
Matter, Materials, Crystal Structure and Bonding Chris J. Pickard Why should a theorist care? Where the atoms are determines what they do Where the atoms can be determines what we can do Overview of Structure
More informationIn a cyclic transformation, where the final state of a system is the same as the initial one, U = 0
Chapter 4 Entropy and second law of thermodynamics 4.1 Carnot cycle In a cyclic transformation, where the final state of a system is the same as the initial one, U = 0 since the internal energy U is a
More informationMolecular Dynamics Simulations
Molecular Dynamics Simulations Yaoquan Tu Division of Theoretical Chemistry and Biology, Royal Institute of Technology (KTH) 201106 1 Outline I. Introduction II. Molecular Mechanics Force Field III. Molecular
More informationCLASSICAL CONCEPT REVIEW 8
CLASSICAL CONCEPT REVIEW 8 Kinetic Theory Information concerning the initial motions of each of the atoms of macroscopic systems is not accessible, nor do we have the computational capability even with
More informationComputer Graphics. Geometric Modeling. Page 1. Copyright Gotsman, Elber, Barequet, Karni, Sheffer Computer Science  Technion. An Example.
An Example 2 3 4 Outline Objective: Develop methods and algorithms to mathematically model shape of real world objects Categories: WireFrame Representation Object is represented as as a set of points
More information1 The water molecule and hydrogen bonds in water
The Physics and Chemistry of Water 1 The water molecule and hydrogen bonds in water Stoichiometric composition H 2 O the average lifetime of a molecule is 1 ms due to proton exchange (catalysed by acids
More informationThe Basics of FEA Procedure
CHAPTER 2 The Basics of FEA Procedure 2.1 Introduction This chapter discusses the spring element, especially for the purpose of introducing various concepts involved in use of the FEA technique. A spring
More informationPrerequisite: High School Chemistry.
ACT 101 Financial Accounting The course will provide the student with a fundamental understanding of accounting as a means for decision making by integrating preparation of financial information and written
More informationIntroduction to Engineering System Dynamics
CHAPTER 0 Introduction to Engineering System Dynamics 0.1 INTRODUCTION The objective of an engineering analysis of a dynamic system is prediction of its behaviour or performance. Real dynamic systems are
More informationCHEMISTRY STANDARDS BASED RUBRIC ATOMIC STRUCTURE AND BONDING
CHEMISTRY STANDARDS BASED RUBRIC ATOMIC STRUCTURE AND BONDING Essential Standard: STUDENTS WILL UNDERSTAND THAT THE PROPERTIES OF MATTER AND THEIR INTERACTIONS ARE A CONSEQUENCE OF THE STRUCTURE OF MATTER,
More informationPrentice Hall. Chemistry (Wilbraham) 2008, National Student Edition  South Carolina Teacher s Edition. High School. High School
Prentice Hall Chemistry (Wilbraham) 2008, National Student Edition  South Carolina Teacher s Edition High School C O R R E L A T E D T O High School C1.1 Apply established rules for significant digits,
More informationIn mathematics, there are four attainment targets: using and applying mathematics; number and algebra; shape, space and measures, and handling data.
MATHEMATICS: THE LEVEL DESCRIPTIONS In mathematics, there are four attainment targets: using and applying mathematics; number and algebra; shape, space and measures, and handling data. Attainment target
More informationRotation: Moment of Inertia and Torque
Rotation: Moment of Inertia and Torque Every time we push a door open or tighten a bolt using a wrench, we apply a force that results in a rotational motion about a fixed axis. Through experience we learn
More informationFluid Mechanics Prof. T. I. Eldho Department of Civil Engineering Indian Institute of Technology, Bombay. Lecture No. # 36 Pipe Flow Systems
Fluid Mechanics Prof. T. I. Eldho Department of Civil Engineering Indian Institute of Technology, Bombay Lecture No. # 36 Pipe Flow Systems Welcome back to the video course on Fluid Mechanics. In today
More informationMolar Mass of Polyvinyl Alcohol by Viscosity
Molar Mass of Polyvinyl Alcohol by Viscosity Introduction Polyvinyl Alcohol (PVOH) is a linear polymer (i. e., it has little branching) of Ethanol monomer units: CH 2 CHOH Unlike most high molar mass
More informationGasses at High Temperatures
Gasses at High Temperatures The Maxwell Speed Distribution for Relativistic Speeds Marcel Haas, 333 Summary In this article we consider the Maxwell Speed Distribution (MSD) for gasses at very high temperatures.
More informationx1 x 2 x 3 y 1 y 2 y 3 x 1 y 2 x 2 y 1 0.
Cross product 1 Chapter 7 Cross product We are getting ready to study integration in several variables. Until now we have been doing only differential calculus. One outcome of this study will be our ability
More informationKyuJung Kim Mechanical Engineering Department, California State Polytechnic University, Pomona, U.S.A.
MECHANICS: STATICS AND DYNAMICS KyuJung Kim Mechanical Engineering Department, California State Polytechnic University, Pomona, U.S.A. Keywords: mechanics, statics, dynamics, equilibrium, kinematics,
More informationLecture 3 Fluid Dynamics and Balance Equa6ons for Reac6ng Flows
Lecture 3 Fluid Dynamics and Balance Equa6ons for Reac6ng Flows 3. 1 Basics: equations of continuum mechanics  balance equations for mass and momentum  balance equations for the energy and the chemical
More informationCHEMICAL ENGINEERING AND CHEMICAL PROCESS TECHNOLOGY  Vol. I  Interphase Mass Transfer  A. Burghardt
INTERPHASE MASS TRANSFER A. Burghardt Institute of Chemical Engineering, Polish Academy of Sciences, Poland Keywords: Turbulent flow, turbulent mass flux, eddy viscosity, eddy diffusivity, Prandtl mixing
More informationPhysical & Chemical Properties. Properties
Physical & Chemical Properties Properties Carbon black can be broadly defined as very fine particulate aggregates of carbon possessing an amorphous quasigraphitic molecular structure. The most significant
More informationNumerical Analysis Lecture Notes
Numerical Analysis Lecture Notes Peter J. Olver 5. Inner Products and Norms The norm of a vector is a measure of its size. Besides the familiar Euclidean norm based on the dot product, there are a number
More informationAdaptive Resolution Molecular Dynamics Simulation (AdResS): Changing the Degrees of Freedom on the Fly
Adaptive Resolution Molecular Dynamics Simulation (AdResS): Changing the Degrees of Freedom on the Fly Luigi Delle Site Max Planck Institute for Polymer Research Mainz Leipzig December 2007 Collaborators
More informationNotes on Elastic and Inelastic Collisions
Notes on Elastic and Inelastic Collisions In any collision of 2 bodies, their net momentus conserved. That is, the net momentum vector of the bodies just after the collision is the same as it was just
More informationElasticity Theory Basics
G22.3033002: Topics in Computer Graphics: Lecture #7 Geometric Modeling New York University Elasticity Theory Basics Lecture #7: 20 October 2003 Lecturer: Denis Zorin Scribe: Adrian Secord, Yotam Gingold
More informationCurrent Standard: Mathematical Concepts and Applications Shape, Space, and Measurement Primary
Shape, Space, and Measurement Primary A student shall apply concepts of shape, space, and measurement to solve problems involving two and threedimensional shapes by demonstrating an understanding of:
More informationThe Metropolis Algorithm
The Metropolis Algorithm Statistical Systems and Simulated Annealing Physics 170 When studying systems with a great many particles, it becomes clear that the number of possible configurations becomes exceedingly
More information2. Spin Chemistry and the Vector Model
2. Spin Chemistry and the Vector Model The story of magnetic resonance spectroscopy and intersystem crossing is essentially a choreography of the twisting motion which causes reorientation or rephasing
More informationLecture 3: Models of Solutions
Materials Science & Metallurgy Master of Philosophy, Materials Modelling, Course MP4, Thermodynamics and Phase Diagrams, H. K. D. H. Bhadeshia Lecture 3: Models of Solutions List of Symbols Symbol G M
More informationElectrochemical Kinetics ( Ref. :Bard and Faulkner, Oldham and Myland, Liebhafsky and Cairns) R f = k f * C A (2) R b = k b * C B (3)
Electrochemical Kinetics ( Ref. :Bard and Faulkner, Oldham and Myland, Liebhafsky and Cairns) 1. Background Consider the reaction given below: A B (1) If k f and k b are the rate constants of the forward
More informationIncorporating Internal Gradient and Restricted Diffusion Effects in Nuclear Magnetic Resonance Log Interpretation
The OpenAccess Journal for the Basic Principles of Diffusion Theory, Experiment and Application Incorporating Internal Gradient and Restricted Diffusion Effects in Nuclear Magnetic Resonance Log Interpretation
More informationIntegration of a fin experiment into the undergraduate heat transfer laboratory
Integration of a fin experiment into the undergraduate heat transfer laboratory H. I. AbuMulaweh Mechanical Engineering Department, Purdue University at Fort Wayne, Fort Wayne, IN 46805, USA Email: mulaweh@engr.ipfw.edu
More information2, 8, 20, 28, 50, 82, 126.
Chapter 5 Nuclear Shell Model 5.1 Magic Numbers The binding energies predicted by the Liquid Drop Model underestimate the actual binding energies of magic nuclei for which either the number of neutrons
More informationBCM 6200  Protein crystallography  I. Crystal symmetry Xray diffraction Protein crystallization Xray sources SAXS
BCM 6200  Protein crystallography  I Crystal symmetry Xray diffraction Protein crystallization Xray sources SAXS Elastic Xray Scattering From classical electrodynamics, the electric field of the electromagnetic
More information2.2 Creaseness operator
2.2. Creaseness operator 31 2.2 Creaseness operator Antonio López, a member of our group, has studied for his PhD dissertation the differential operators described in this section [72]. He has compared
More informationLecture 24  Surface tension, viscous flow, thermodynamics
Lecture 24  Surface tension, viscous flow, thermodynamics Surface tension, surface energy The atoms at the surface of a solid or liquid are not happy. Their bonding is less ideal than the bonding of atoms
More informationHW 10. = 3.3 GPa (483,000 psi)
HW 10 Problem 15.1 Elastic modulus and tensile strength of poly(methyl methacrylate) at room temperature [20 C (68 F)]. Compare these with the corresponding values in Table 15.1. Figure 15.3 is accurate;
More informationThe Matrix Elements of a 3 3 Orthogonal Matrix Revisited
Physics 116A Winter 2011 The Matrix Elements of a 3 3 Orthogonal Matrix Revisited 1. Introduction In a class handout entitled, ThreeDimensional Proper and Improper Rotation Matrices, I provided a derivation
More informationKINETIC THEORY. 1.Name any one scientist who explained the behavior of gases considering it to be made up of tiny particles.
KINETIC THEORY ONE MARK OUESTION: 1.Name any one scientist who explained the behavior of gases considering it to be made up of tiny particles. 2.Based on which idea kinetic theory of gases explain the
More informationNumerical Model for the Study of the Velocity Dependence Of the Ionisation Growth in Gas Discharge Plasma
Journal of Basrah Researches ((Sciences)) Volume 37.Number 5.A ((2011)) Available online at: www.basrascience journal.org ISSN 1817 2695 Numerical Model for the Study of the Velocity Dependence Of the
More informationCommon Core Unit Summary Grades 6 to 8
Common Core Unit Summary Grades 6 to 8 Grade 8: Unit 1: Congruence and Similarity 8G18G5 rotations reflections and translations,( RRT=congruence) understand congruence of 2 d figures after RRT Dilations
More informationElliptical Galaxies. Houjun Mo. April 19, 2004. Basic properties of elliptical galaxies. Formation of elliptical galaxies
Elliptical Galaxies Houjun Mo April 19, 2004 Basic properties of elliptical galaxies Formation of elliptical galaxies Photometric Properties Isophotes of elliptical galaxies are usually fitted by ellipses:
More informationIntroduction to Principal Components and FactorAnalysis
Introduction to Principal Components and FactorAnalysis Multivariate Analysis often starts out with data involving a substantial number of correlated variables. Principal Component Analysis (PCA) is a
More informationChapter 8 Maxwell relations and measurable properties
Chapter 8 Maxwell relations and measurable properties 8.1 Maxwell relations Other thermodynamic potentials emerging from Legendre transforms allow us to switch independent variables and give rise to alternate
More informationChapter 3. Gauss s Law
3 3 30 Chapter 3 Gauss s Law 3.1 Electric Flux... 32 3.2 Gauss s Law (see also Gauss s Law Simulation in Section 3.10)... 34 Example 3.1: Infinitely Long Rod of Uniform Charge Density... 39 Example
More informationPlate waves in phononic crystals slabs
Acoustics 8 Paris Plate waves in phononic crystals slabs J.J. Chen and B. Bonello CNRS and Paris VI University, INSP  14 rue de Lourmel, 7515 Paris, France chen99nju@gmail.com 41 Acoustics 8 Paris We
More informationSection 1.1. Introduction to R n
The Calculus of Functions of Several Variables Section. Introduction to R n Calculus is the study of functional relationships and how related quantities change with each other. In your first exposure to
More informationThe Viscosity of Fluids
Experiment #11 The Viscosity of Fluids References: 1. Your first year physics textbook. 2. D. Tabor, Gases, Liquids and Solids: and Other States of Matter (Cambridge Press, 1991). 3. J.R. Van Wazer et
More informationSpecific Intensity. I ν =
Specific Intensity Initial question: A number of active galactic nuclei display jets, that is, long, nearly linear, structures that can extend for hundreds of kiloparsecs. Many have two oppositelydirected
More informationDifferential Relations for Fluid Flow. Acceleration field of a fluid. The differential equation of mass conservation
Differential Relations for Fluid Flow In this approach, we apply our four basic conservation laws to an infinitesimally small control volume. The differential approach provides point by point details of
More informationMA 323 Geometric Modelling Course Notes: Day 02 Model Construction Problem
MA 323 Geometric Modelling Course Notes: Day 02 Model Construction Problem David L. Finn November 30th, 2004 In the next few days, we will introduce some of the basic problems in geometric modelling, and
More informationMolecular vs. Continuum
Molecular vs. Continuum Classical fluid mechanics (i.e., A&AE 511) treats a gas as an infinitely divisible substance, a continuum. As a consequence of continuum assumption, each fluid property is assumed
More informationContents. Microfluidics  Jens Ducrée Physics: NavierStokes Equation 1
Contents 1. Introduction 2. Fluids 3. Physics of Microfluidic Systems 4. Microfabrication Technologies 5. Flow Control 6. Micropumps 7. Sensors 8. InkJet Technology 9. Liquid Handling 10.Microarrays 11.Microreactors
More informationemission of light from atoms discrete line spectra  energy levels, FranckHertz experiment
Introduction Until the early 20 th century physicists used to explain the phenomena in the physical world around them using theories such a mechanics, electromagnetism, thermodynamics and statistical physics
More informationProf.M.Perucca CORSO DI APPROFONDIMENTO DI FISICA ATOMICA: (IIIINCONTRO) RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE
Prof.M.Perucca CORSO DI APPROFONDIMENTO DI FISICA ATOMICA: (IIIINCONTRO) RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE SUMMARY (I/II) Angular momentum and the spinning gyroscope stationary state equation Magnetic dipole
More informationDiffusion and Fluid Flow
Diffusion and Fluid Flow What determines the diffusion coefficient? What determines fluid flow? 1. Diffusion: Diffusion refers to the transport of substance against a concentration gradient. ΔS>0 Mass
More informationFeatures of the formation of hydrogen bonds in solutions of polysaccharides during their use in various industrial processes. V.Mank a, O.
Features of the formation of hydrogen bonds in solutions of polysaccharides during their use in various industrial processes. V.Mank a, O. Melnyk b a National University of life and environmental sciences
More informationProceedings of the NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
Proceedings of the NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES Volume 55 * Number 1 * January 15, 1966 DYNAMICS OF SPHERICAL GALAXIES, II* BY PHILIP M. CAMPBELL LAWRENCE RADIATION LABORATORY, LIVERMORE, CALIFORNIA Communicated
More informationarxiv:condmat/9612183v1 [condmat.statmech] 19 Dec 1996
Cluster Algorithm for hard spheres and related systems arxiv:condmat/9612183v1 [condmat.statmech] 19 Dec 1996 Christophe Dress and Werner Krauth, CNRSLaboratoire de Physique Théorique de l ENS 24,
More information